CELEX: 32016D1032
Language: pl
Date: 2016-06-13 00:00:00
Title: Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1032 z dnia 13 czerwca 2016 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przemysłu metali nieżelaznych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 3563) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

30.6.2016   
            
            
               PL
            
            
               Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
            
            
               L 174/32
            
         DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1032
   z dnia 13 czerwca 2016 r.
   ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przemysłu metali nieżelaznych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE
   (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 3563)
   (Tekst mający znaczenie dla EOG)
   KOMISJA EUROPEJSKA,
   uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
   uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (1), w szczególności jej art. 13 ust. 5,
   a także mając na uwadze, co następuje:
   
               (1)
            
            
               Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) służą jako odniesienie przy ustalaniu warunków pozwolenia w przypadku instalacji objętych zakresem rozdziału II dyrektywy 2010/75/UE, zaś właściwe organy powinny określić dopuszczalne wielkości emisji, dzięki którym w normalnych warunkach eksploatacji emisje nie przekroczą poziomów powiązanych z najlepszymi dostępnymi technikami określonymi w konkluzjach dotyczących BAT.
            
         
               (2)
            
            
               W dniu 4 grudnia 2014 r. ustanowione decyzją Komisji z dnia 16 maja 2011 r. (2) forum złożone z przedstawicieli państw członkowskich, zainteresowanych branż i organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony środowiska przekazało Komisji swoją opinię na temat proponowanej treści dokumentów referencyjnych BAT w odniesieniu do przemysłu metali nieżelaznych. Opinia ta jest publicznie dostępna.
            
         
               (3)
            
            
               Konkluzje dotyczące BAT zawarte w załączniku do niniejszej decyzji są kluczowym elementem tych dokumentów referencyjnych BAT.
            
         
               (4)
            
            
               Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 75 ust. 1 dyrektywy 2010/75/UE,
            
         PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
   Artykuł 1
   Niniejszym przyjmuje się najlepsze dostępne techniki (BAT) w odniesieniu do przemysłu metali nieżelaznych, określone w załączniku.
   Artykuł 2
   Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.
   
      Sporządzono w Brukseli dnia 13 czerwca 2016 r.
      
         
            W imieniu Komisji
         
         Karmenu VELLA
         
            Członek Komisji
         
      
   
   
      (1)  Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17.
   
      (2)  Dz.U. C 146 z 17.5.2011, s. 3.
   
      ZAŁĄCZNIK
      
         KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT W ODNIESIENIU DO PRZEMYSŁU METALI NIEŻELAZNYCH
      
      ZAKRES
      Niniejsze konkluzje dotyczące BAT odnoszą się do niektórych rodzajów działalności określonych w pkt 2.1, 2.5 i 6.8 załącznika I do dyrektywy 2010/75/UE, a mianowicie:
      —   2.1: Prażenie lub spiekanie rudy metalu (łącznie z rudą siarczkową),
      —   2.5: Obróbka metali nieżelaznych:
      
                  a)
               
               
                  produkcja metali nieżelaznych z rud metali, koncentratów lub surowców wtórnych w wyniku procesów metalurgicznych, chemicznych lub elektrolitycznych;
               
            
                  b)
               
               
                  topienie, łącznie ze stapianiem, metali nieżelaznych, łącznie z produktami z odzysku i eksploatacja odlewni metali nieżelaznych, o wydajności topienia przekraczającej 4 tony dziennie dla ołowiu i kadmu lub 20 ton dziennie dla wszystkich innych metali,
               
            —   6.8: Produkcja węgla (twardego palonego) lub elektrografitu, w drodze spalania lub grafityzacji.
      W szczególności niniejsze konkluzje dotyczące BAT obejmują następujące procesy i rodzaje działalności:
      
                  —
               
               
                  produkcję pierwotną i wtórną metali nieżelaznych,
               
            
                  —
               
               
                  produkcję tlenku cynku z gazów spalania podczas produkcji innych metali,
               
            
                  —
               
               
                  produkcje związków niklu z roztworów wytwarzanych podczas produkcji metalu,
               
            
                  —
               
               
                  produkcję wapniokrzemu (CaSi) i krzemu (Si) odbywającą się w tym samym piecu co produkcja żelazokrzemu,
               
            
                  —
               
               
                  produkcję tlenku glinu z boksytów przed produkcją aluminium pierwotnego, w przypadku gdy stanowi ona integralną część produkcji metalu,
               
            
                  —
               
               
                  recykling żużli solnych aluminiowych,
               
            
                  —
               
               
                  produkcję elektrod węglowych lub grafitowych.
               
            Niniejsze konkluzje dotyczące BAT nie odnoszą się do następujących rodzajów działalności lub procesów:
      
                  —
               
               
                  spiekania rudy żelaza. Proces ten obejmują konkluzje dotyczące BAT w odniesieniu do produkcji żelaza i stali,
               
            
                  —
               
               
                  produkcji kwasu siarkowego w oparciu o gazy SO2 z produkcji metali nieżelaznych. Proces ten obejmują konkluzje dotyczące BAT w odniesieniu do produkcji wielkotonażowych chemikaliów nieorganicznych – amoniaku, kwasów i nawozów sztucznych,
               
            
                  —
               
               
                  odlewni objętych konkluzjami dotyczącymi BAT w odniesieniu do sektora kuźni i odlewni.
               
            Poniżej wymieniono inne dokumenty referencyjne, które mogą być istotne dla rodzajów działalności objętych niniejszymi konkluzjami dotyczącymi BAT:
      
                  Dokument referencyjny
               
               
                  Przedmiot
               
            
                  Efektywność energetyczna (ENE)
               
               
                  Ogólne aspekty efektywności energetycznej
               
            
                  Wspólne systemy oczyszczania/zagospodarowania ścieków i gazów w sektorze chemicznym
               
               
                  Techniki oczyszczania ścieków w celu ograniczenia emisji metali do wody
               
            
                  Produkcja wielkotonażowych chemikaliów nieorganicznych – amoniaku, kwasów i nawozów sztucznych
               
               
                  Produkcja kwasu siarkowego
               
            
                  Przemysłowe systemy chłodzenia (ICS)
               
               
                  Pośrednie chłodzenie wodą lub powietrzem
               
            
                  Emisje ze składowania (EFS)
               
               
                  Składowanie i obróbka materiałów
               
            
                  Ekonomika i wzajemne powiązania pomiędzy różnymi komponentami środowiska (ECM)
               
               
                  Ekonomika technik i ich wzajemne powiązania pomiędzy różnymi komponentami środowiska
               
            
                  Monitorowanie emisji do powietrza i wody z instalacji IED (ROM)
               
               
                  Monitorowanie emisji do powietrza i wody
               
            
                  Sektor przetwarzania odpadów (WT)
               
               
                  Gospodarowanie odpadami i ich przetwarzanie
               
            
                  Duże obiekty energetycznego spalania (LCP)
               
               
                  Obiekty energetycznego spalania generujące parę lub energię elektryczną
               
            
                  Obróbka powierzchniowa z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych (STS)
               
               
                  Wytrawianie bez użycia kwasu
               
            
                  Obróbka powierzchniowa metali i tworzyw sztucznych (STM)
               
               
                  Wytrawianie kwasem
               
            DEFINICJE
      Do celów niniejszych konkluzji dotyczących BAT zastosowanie mają następujące definicje:
      
                  Stosowany termin
               
               
                  Definicja
               
            
                  Nowy zespół urządzeń
               
               
                  Zespół urządzeń na terenie instalacji, dla którego pozwolenie jest wydawane po raz pierwszy po publikacji niniejszych konkluzji, lub całkowita wymiana zespołu urządzeń z wykorzystaniem istniejącego posadowienia instalacji, która nastąpiła po publikacji niniejszych konkluzji
               
            
                  Istniejący zespół urządzeń
               
               
                  Zespół urządzeń, który nie jest nowym zespołem urządzeń
               
            
                  Znacząca modernizacja
               
               
                  Istotna zmiana w projekcie lub technologii zespołu urządzeń połączona z wprowadzeniem istotnych zmian w jednostkach technologicznych i powiązanych urządzeniach lub z ich wymianą
               
            
                  Emisje pierwotne
               
               
                  Emisje uwalniane bezpośrednio z pieców, które nie rozprzestrzeniają się na obszary wokół pieców
               
            
                  Emisje wtórne
               
               
                  Emisje wydobywające się z wykładziny pieca lub w trakcie takich operacji jak ładowanie lub spuszczanie i przechwytywane przez okap lub obudowę (np. obudowę typu „dog house”)
               
            
                  Produkcja pierwotna
               
               
                  Produkcja metali z rud i koncentratów
               
            
                  Produkcja wtórna
               
               
                  Produkcja metali z pozostałości lub złomu obejmująca procesy przetapiania i stapiania
               
            
                  Pomiar ciągły
               
               
                  Pomiar z wykorzystaniem automatycznego systemu pomiarowego zainstalowanego na stałe w zakładzie do celów ciągłego monitorowania emisji
               
            
                  Pomiar okresowy
               
               
                  Określenie wielkości mierzonej (określona wielkość, której wartość należy określić poprzez pomiar) w określonych odstępach czasu z zastosowaniem metod ręcznych lub automatycznych
               
            UWAGI OGÓLNE
      
         Najlepsze dostępne techniki
      
      Techniki wymienione i opisane w niniejszych konkluzjach dotyczących BAT nie mają ani nakazowego, ani wyczerpującego charakteru. Dopuszcza się stosowanie innych technik, o ile zapewniają co najmniej równoważny poziom ochrony środowiska.
      O ile nie stwierdzono inaczej, konkluzje dotyczące BAT mają ogólne zastosowanie.
      
         Poziomy emisji do powietrza powiązane z BAT
      
      Poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL) dla emisji do powietrza przedstawione w niniejszych konkluzjach dotyczących BAT odnoszą się do warunków znamionowych: gaz suchy o temperaturze 273,15 K i ciśnieniu 101,3 kPa.
      
         Okresy uśrednienia dla emisji do powietrza
      
      W odniesieniu do okresów uśrednienia dla emisji do powietrza zastosowanie mają następujące definicje:
      
                  Średnia dzienna
               
               
                  Średnia z okresu 24 godzin obliczona dla ważnych średnich wartości półgodzinnych lub godzinnych uzyskanych w wyniku ciągłych pomiarów
               
            
                  Średnia z okresu pobierania próbek
               
               
                  Średnia wartość z trzech kolejnych pomiarów, z których każdy trwał co najmniej 30 minut, o ile nie określono inaczej (1)
                  
               
            
         Okresy uśrednienia dla emisji do wody
      
      W odniesieniu do okresów uśrednienia dla emisji do wody zastosowanie mają następujące definicje:
      
                  Średnia dzienna
               
               
                  Średnia z 24-godzinnego okresu pobierania próbek pobranych jako zbiorcza próbka proporcjonalna do przepływu (lub jako zbiorcza próbka proporcjonalna do czasu, o ile wykazano wystarczającą stabilność przepływu) (2)
                  
               
            SKRÓTY
      
                  Termin
               
               
                  Znaczenie
               
            
                  BaP
               
               
                  Benzo[a]piren
               
            
                  ESP
               
               
                  Elektrofiltr
               
            
                  I-TEQ
               
               
                  Międzynarodowy równoważnik toksyczności uzyskany przez zastosowanie międzynarodowych współczynników toksyczności określonych w części 2 załącznika VI do dyrektywy 2010/75/UE
               
            
                  NOX
                  
               
               
                  Suma tlenku azotu (NO) i dwutlenku azotu (NO2) wyrażona jako NO2
                  
               
            
                  PCDD/F
               
               
                  Polichlorowane dibenzo-p-dioksyny i dibenzofurany (17 kongenerów)
               
            
                  WWA
               
               
                  Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
               
            
                  Całkowite LZO
               
               
                  Całkowity lotny węgiel organiczny; całkowite lotne związki organiczne mierzone za pomocą detektora płomieniowo-jonizacyjnego i wyrażone jako całkowity węgiel
               
            
                  LZO
               
               
                  Lotne związki organiczne zdefiniowane w art. 3 pkt 45 dyrektywy 2010/75/UE
               
            1.1.   OGÓLNE KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT
      Oprócz ogólnych konkluzji dotyczących BAT omówionych w niniejszym punkcie zastosowanie mają wszelkie stosowne konkluzje dotyczące BAT charakterystyczne dla procesu technologicznego ujęte w pkt 1.2–1.9.
      1.1.1.   Systemy zarządzania środowiskowego
      
      BAT 1.   Aby poprawić ogólną efektywność środowiskową, w ramach BAT należy zapewniać wdrażanie i przestrzeganie systemu zarządzania środowiskowego zawierającego w sobie wszystkie następujące cechy:
      
                  a)
               
               
                  zaangażowanie kierownictwa, w tym kadry kierowniczej wyższego szczebla;
               
            
                  b)
               
               
                  określenie polityki ochrony środowiska, która obejmuje ciągłe doskonalenie instalacji przez kierownictwo;
               
            
                  c)
               
               
                  planowanie i ustalenie niezbędnych procedur, celów i zadań w powiązaniu z planami finansowymi i inwestycjami;
               
            
                  d)
               
               
                  wdrożenie procedur ze szczególnym uwzględnieniem:
                  
                              (i)
                           
                           
                              struktury i odpowiedzialności;
                           
                        
                              (ii)
                           
                           
                              rekrutacji, szkoleń, świadomości i kompetencji;
                           
                        
                              (iii)
                           
                           
                              komunikacji;
                           
                        
                              (iv)
                           
                           
                              zaangażowania pracowników;
                           
                        
                              (v)
                           
                           
                              dokumentacji;
                           
                        
                              (vi)
                           
                           
                              wydajnej kontroli procesu;
                           
                        
                              (vii)
                           
                           
                              programów obsługi technicznej;
                           
                        
                              (viii)
                           
                           
                              gotowości na sytuacje awaryjne i reagowania na nie;
                           
                        
                              (ix)
                           
                           
                              zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi środowiska;
                           
                        
            
                  e)
               
               
                  sprawdzanie efektywności i podejmowanie działań naprawczych, ze szczególnym uwzględnieniem:
                  
                              (i)
                           
                           
                              monitorowania i pomiarów (zob. też sprawozdanie referencyjne dotyczące monitorowania emisji do powietrza i wody przez instalacje IED – ROM);
                           
                        
                              (ii)
                           
                           
                              działań naprawczych i zapobiegawczych;
                           
                        
                              (iii)
                           
                           
                              prowadzenia rejestrów;
                           
                        
                              (iv)
                           
                           
                              niezależnego (jeżeli jest to możliwe) audytu wewnętrznego lub zewnętrznego w celu określenia, czy system zarządzania środowiskowego jest zgodny z planowanymi rozwiązaniami oraz czy jest właściwie wdrożony i utrzymywany;
                           
                        
            
                  f)
               
               
                  przegląd systemu zarządzania środowiskowego przeprowadzony przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla pod kątem stałej przydatności systemu, jego prawidłowości i skuteczności;
               
            
                  g)
               
               
                  podążanie za rozwojem czystszych technologii;
               
            
                  h)
               
               
                  uwzględnienie – na etapie projektowania nowego zespołu urządzeń i przez cały okres jego eksploatacji – wpływu na środowisko wynikającego z ostatecznego wycofania instalacji z eksploatacji;
               
            
                  i)
               
               
                  regularne stosowanie sektorowej analizy porównawczej.
               
            Opracowanie i wdrożenie planu działania dotyczącego rozproszonych emisji pyłów (zob. BAT 6) oraz stosowanie systemu obsługi technicznej, który w szczególności służy zwiększeniu wydajności systemów redukcji emisji pyłów (zob. BAT 4), również stanowią część systemu zarządzania środowiskowego.
      
         Zastosowanie
      
      Zakres (np. poziom szczegółowości) oraz charakter systemu zarządzania środowiskowego (np. standaryzowany lub nie) będzie zasadniczo odnosić się do charakteru, skali i złożoności instalacji oraz do zasięgu oddziaływania takiej instalacji na środowisko.
      1.1.2.   Zarządzanie energią
      
      BAT 2.   Aby zapewnić efektywne zużycie energii, w ramach BAT należy stosować kombinację poniższych technik.
      
                   
               
               
                  Technika
               
               
                  Zastosowanie
               
            
                  a
               
               
                  System zarządzania efektywnością energetyczną (np. ISO 50001)
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  b
               
               
                  Palniki regeneracyjne lub rekuperacyjne
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  c
               
               
                  Odzyskiwanie ciepła (np. para, gorąca woda, gorące powietrze) z ciepła odpadowego
               
               
                  Dotyczy wyłącznie procesów pirometalurgicznych
               
            
                  d
               
               
                  Regeneracyjny utleniacz termiczny
               
               
                  Ma zastosowanie wyłącznie w przypadkach, w których wymagana jest redukcja emisji palnej substancji zanieczyszczającej.
               
            
                  e
               
               
                  Podgrzewanie wsadu do pieca, powietrza do spalania lub paliwa za pomocą ciepła odzyskanego z gorących gazów pochodzących z etapu topienia
               
               
                  Dotyczy wyłącznie prażenia lub wytapiania rudy siarczkowej/koncentratu siarczkowego i innych procesów pirometalurgicznych.
               
            
                  f
               
               
                  Podnoszenie temperatury płynów ługujących za pomocą pary lub gorącej wody pochodzącej z odzysku ciepła odpadowego
               
               
                  Dotyczy wyłącznie procesów produkcji tlenku glinu lub procesów hydrometalurgicznych.
               
            
                  g
               
               
                  Wykorzystywanie gorących gazów powstałych w rynnie spustowej jako podgrzanego powietrza do spalania
               
               
                  Dotyczy wyłącznie procesów pirometalurgicznych.
               
            
                  h
               
               
                  Wykorzystywanie powietrza wzbogaconego tlenem lub czystego tlenu w palnikach w celu ograniczenia zużycia energii poprzez umożliwienie samoczynnego wytopu lub całkowitego spalania materiału węglowego
               
               
                  Dotyczy wyłącznie pieców, w których wykorzystuje się surowce zawierające siarkę lub węgiel.
               
            
                  i
               
               
                  Suche koncentraty i mokre surowce przy niskich temperaturach
               
               
                  Ma zastosowanie, wyłącznie gdy przeprowadza się proces suszenia.
               
            
                  j
               
               
                  Odzyskiwanie wartości energetycznej energii chemicznej zawartej w tlenku węgla wyprodukowanym w piecu elektrycznym lub szybowym/wielkim piecu przez wykorzystanie gazów wylotowych jako paliwa, po usunięciu metali, w innych procesach produkcyjnych lub do produkcji pary/gorącej wody lub energii elektrycznej
               
               
                  Dotyczy wyłącznie gazów wylotowych o zawartości CO > 10 % obj. Na zastosowanie wpływa także skład gazów wylotowych i niedostępność ciągłego przepływu (tj. procesów wsadowych).
               
            
                  k
               
               
                  Zawracanie gazów spalinowych za pomocą palnika tlenowo-paliwowego w celu odzyskania energii zawartej w całkowitym węglu organicznym
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  l
               
               
                  Odpowiednia izolacja urządzeń wysokotemperaturowych takich jak rury odprowadzające parę i rury z gorącą wodą
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  m
               
               
                  Zastosowanie ciepła wytworzonego przy produkcji kwasu siarkowego z dwutlenku siarki w celu wstępnego podgrzania gazów kierowanych do instalacji produkującej kwas siarkowy albo w celu wytworzenia pary lub gorącej wody
               
               
                  Dotyczy wyłącznie instalacji produkujących metale nieżelazne, w tym kwas siarkowy lub ciekły SO2.
               
            
                  n
               
               
                  Zastosowanie wysoce energooszczędnych silników elektrycznych wyposażonych w przemiennik częstotliwości w urządzeniach takich jak wentylatory
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  o
               
               
                  Stosowanie systemów kontroli automatycznie aktywujących system wyciągu powietrza lub dostosowujących siłę wyciągu w zależności od faktycznych emisji
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            1.1.3.   Kontrola procesu
      
      BAT 3.   Aby poprawić ogólną efektywność środowiskową, w ramach BAT należy zapewnić stabilną operację przetwarzania poprzez wykorzystanie systemu kontroli procesów oraz stosowanie kombinacji poniższych technik.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Kontrola i wybór materiałów wsadowych zgodnie z procesem i stosowanymi technikami redukcji emisji
               
            
                  b
               
               
                  Dokładne wymieszanie materiałów wsadowych w celu uzyskania optymalnej sprawności przetwarzania energii oraz ograniczenia emisji i zmniejszenia liczby przypadków odrzucenia
               
            
                  c
               
               
                  Systemy ważenia i odmierzania materiałów wsadowych
               
            
                  d
               
               
                  Procesory służące kontrolowaniu tempa podawania materiału wsadowego, kluczowe parametry procesu oraz warunki obejmujące alarm, warunki spalania i dodatki gazu
               
            
                  e
               
               
                  Monitorowanie on-line temperatury w piecu, ciśnienia w piecu i przepływu gazów
               
            
                  f
               
               
                  Monitorowanie kluczowych parametrów procesu zespołu urządzeń służącego do redukcji emisji do powietrza, takich jak temperatura gazów, pomiar odczynników, spadek ciśnienia, prąd i napięcie w elektrofiltrze, przepływ cieczy używanych do płukania oraz pH i składniki gazowe (np. O2, CO, LZO)
               
            
                  g
               
               
                  Kontrolowanie pyłu i rtęci w gazach wylotowych przed przesłaniem ich do instalacji kwasu siarkowego w przypadku zespołów urządzeń służących między innymi do produkcji kwasu siarkowego lub ciekłego SO2
                  
               
            
                  h
               
               
                  Monitorowanie on-line drgań w celu wykrycia blokad i możliwych awarii sprzętu
               
            
                  i
               
               
                  Monitorowanie on-line prądu, napięcia i temperatur na stykach elektrycznych w procesach elektrolitycznych
               
            
                  j
               
               
                  Monitorowanie i kontrola temperatury w piecach do topienia i wytapiania w celu zapobiegania wytwarzaniu oparów metali i tlenków metali przez przegrzanie
               
            
                  k
               
               
                  Procesor służący do kontroli dostarczania odczynników i sprawności oczyszczalni ścieków za pośrednictwem monitorowania on-line temperatury, zmętnienia, pH, przewodności i przepływu
               
            BAT 4.   Aby ograniczyć zorganizowane emisje pyłu i metalu do powietrza, w ramach BAT należy zastosować system obsługi technicznej, który w szczególności służy zwiększeniu wydajności systemów redukcji emisji pyłów w ramach systemu zarządzania środowiskowego (zob. BAT 1).
      1.1.4.   Emisje rozproszone
      
      1.1.4.1.   Ogólne podejście do zapobiegania emisjom rozproszonym
      
      BAT 5.   Aby zapobiec emisjom rozproszonym do powietrza i wody lub, w przypadku gdy nie jest to wykonalne, aby ograniczyć emisje rozproszone do powietrza i wody, w ramach BAT należy zbierać emisje rozproszone możliwie najbliżej ich źródła i je oczyszczać.
      BAT 6.   Aby zapobiec rozproszonym emisjom pyłów do powietrza lub, w przypadku gdy nie jest to wykonalne, aby ograniczyć rozproszone emisje pyłów do powietrza, w ramach BAT należy opracować i wdrożyć plan działania w sprawie rozproszonych emisji pyłów jako część systemu zarządzania środowiskowego (zob. BAT 1), który obejmuje obydwa następujące środki:
      
                  a)
               
               
                  identyfikację najbardziej odpowiednich źródeł rozproszonych emisji pyłów (z wykorzystaniem np. EN 15445);
               
            
                  b)
               
               
                  określenie i wdrożenie odpowiednich działań i technik w celu zapobiegania emisjom rozproszonym lub ograniczania ich przez określony czas.
               
            1.1.4.2.   Emisje rozproszone ze składowania, obróbki oraz transportu surowców
      
      BAT 7.   Aby zapobiec emisjom rozproszonym ze składowania surowców, w ramach BAT należy stosować kombinację poniższych technik.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Zamknięte budynki lub silosy/pojemniki do składowania materiałów będących źródłem pyłów, takich jak koncentraty, topniki i materiały drobnoziarniste
               
            
                  b
               
               
                  Zadaszone miejsca do składowania materiałów niebędących źródłem pyłów, takich jak koncentraty, topniki, paliwa stałe, materiały luźne oraz koks i materiały wtórne zawierające rozpuszczalne w wodzie związki organiczne
               
            
                  c
               
               
                  Szczelnie zamknięte opakowania do składowania materiałów będących źródłem pyłów lub materiałów wtórnych zawierających rozpuszczalne w wodzie związki organiczne
               
            
                  d
               
               
                  Zadaszone nawy do składowania materiałów, które zostały poddane procesowi granulowania lub zbrylania
               
            
                  e
               
               
                  Stosowanie rozpylaczy wody lub mgły z dodatkami takimi jak lateks lub bez takich dodatków w przypadku materiałów będących źródłem pyłów
               
            
                  f
               
               
                  Urządzenia służące do odprowadzania pyłów/gazów zamontowane w punktach przekazu i zsypu w przypadku materiałów będących źródłem pyłów
               
            
                  g
               
               
                  Certyfikowane zbiorniki ciśnieniowe do magazynowania chloru gazowego lub mieszanin zawierających chlor
               
            
                  h
               
               
                  Materiały wykorzystywane do budowy zbiorników, które są odporne na substancje w nich zawarte
               
            
                  i
               
               
                  Niezawodne systemy detekcji wycieków i wyświetlacz poziomu napełnienia zbiornika wyposażony w alarm w celu zapobiegania przepełnieniu
               
            
                  j
               
               
                  Składowanie materiałów reaktywnych w dwuściennych zbiornikach lub w zbiornikach umieszczonych w odpornym na działanie substancji chemicznych wydzielonym boksie o takiej samej pojemności oraz wykorzystanie obszaru składowania, który jest nieprzepuszczalny i odporny na przechowane na nim materiały
               
            
                  k
               
               
                  Projektowanie obszarów składowania w taki sposób, aby:
                  
                              —
                           
                           
                              wszelkie wycieki ze zbiorników i systemów dostaw były przechwytywane i zatrzymywane w wydzielonym boksie o pojemności umożliwiającej składowanie co najmniej takiej samej ilości substancji, jaka może się zmieścić w największym zbiorniku znajdującym się wewnątrz boksu;
                           
                        
                              —
                           
                           
                              punkty dostaw znajdowały się wewnątrz ścian odgradzających w celu zebrania wszelkich rozlanych/rozsypanych substancji
                           
                        
            
                  l
               
               
                  Zastosowanie płaszcza z gazu obojętnego do składowania substancji reagujących z powietrzem
               
            
                  m
               
               
                  Zbieranie i oczyszczanie emisji ze składowania za pomocą systemu redukcji emisji służącego oczyszczaniu przechowywanych związków. Zebranie i oczyszczenie przed zrzutem wszelkiej wody, która zmyje pył
               
            
                  n
               
               
                  Regularne czyszczenie obszaru składowania i w razie potrzeby zwilżanie za pomocą wody
               
            
                  o
               
               
                  Ułożenie wzdłużnej osi stosu równolegle do dominującego kierunku wiatru w przypadku składowania na wolnym powietrzu
               
            
                  p
               
               
                  Nasadzenia ochronne, wiatrochronne ogrodzenia lub wiatrochronne wzniesienia w celu ograniczenia prędkości wiatru w przypadku składowania na wolnym powietrzu
               
            
                  q
               
               
                  W miarę możliwości formowanie jednego stosu zamiast kilku w przypadku składowania na wolnym powietrzu
               
            
                  r
               
               
                  Stosowanie odstojników oleju i ciał stałych do celów drenowania otwartych obszarów składowania na wolnym powietrzu. Stosowanie powierzchni betonowych z krawężnikami lub innymi ogranicznikami do celów składowania materiałów takich jak wióry, które mogą wydzielać olej
               
            
         Zastosowanie
      
      BAT 7 lit. e) nie ma zastosowania do procesów wymagających materiałów suchych lub rud/koncentratów, które z natury są wystarczająco wilgotne, by zapobiegać powstawaniu pyłów. Zastosowanie może być ograniczone w regionach, w których występuje niedobór wody lub bardzo niskie temperatury.
      BAT 8.   Aby zapobiec emisjom rozproszonym z obróbki oraz transportu surowców, w ramach BAT należy stosować kombinację poniższych technik.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Zamknięte systemy przenośnikowe lub pneumatyczne służące do transportu i obsługi koncentratów będących źródłem pyłu oraz topników i materiałów drobnoziarnistych
               
            
                  b
               
               
                  Zadaszone przenośniki służące do obsługi materiałów stałych niebędących źródłem pyłu
               
            
                  c
               
               
                  Odprowadzanie pyłu z punktów dostawy, otworów wentylacyjnych w silosach, systemów przekazywania pneumatycznego i węzłów przesypowych na przenośnikach oraz podłączenie do systemu filtracji (w przypadku materiałów będących źródłem pyłów)
               
            
                  d
               
               
                  Zamknięte torby lub bębny do obsługi materiałów zawierających związki rozpraszalne lub rozpuszczalne w wodzie
               
            
                  e
               
               
                  Odpowiednie pojemniki do obsługi materiałów granulowanych
               
            
                  f
               
               
                  Skraplanie w celu zwilżenia materiałów w punktach obróbki
               
            
                  g
               
               
                  Minimalizacja odległości transportu
               
            
                  h
               
               
                  Ograniczanie wysokości zrzutu z pasów przenośnikowych, koparek lub chwytaków
               
            
                  i
               
               
                  Dostosowanie prędkości otwartych przenośników pasowych (< 3,5 m/s)
               
            
                  j
               
               
                  Minimalizowanie prędkości staczania lub swobodnego spadania materiałów
               
            
                  k
               
               
                  Umieszczanie przenośników podających i rurociągów przesyłowych w bezpiecznych, otwartych przestrzeniach powyżej podłoża, tak aby można było szybko wykrywać wycieki i zapobiegać szkodom powodowanym przez pojazdy i inne urządzenia. W przypadku stosowania rurociągów podziemnych w odniesieniu do materiałów innych niż niebezpieczne należy dokumentować i oznaczać ich przebieg oraz przyjąć systemy bezpiecznych wykopów
               
            
                  l
               
               
                  Automatyczne ponowne uszczelnianie przyłączy służących do dostaw do celów obsługi cieczy i gazu skroplonego
               
            
                  m
               
               
                  Gazy przesyłane tylnym otworem wentylacyjnym do pojazdu dostawczego w celu ograniczenia emisji LZO
               
            
                  n
               
               
                  Mycie kół i podwozia pojazdów wykorzystywanych do przewozu lub obsługi materiałów pylących
               
            
                  o
               
               
                  Stosowanie zaplanowanych kampanii na rzecz sprzątania dróg
               
            
                  p
               
               
                  Segregowanie niekompatybilnych materiałów (np. utleniaczy i materiałów organicznych)
               
            
                  q
               
               
                  Minimalizowanie przekazywania materiałów pomiędzy procesami
               
            
         Zastosowanie
      
      BAT 8 lit. n) może nie mieć zastosowania, gdy istnieje możliwość powstania lodu.
      1.1.4.3.   Emisje rozproszone z produkcji metali
      
      BAT 9.   Aby zapobiec emisjom rozproszonym z produkcji metali lub, w przypadku gdy nie jest to wykonalne, aby ograniczyć emisje rozproszone z produkcji metali, w ramach BAT należy optymalizować skuteczność zbierania gazów odlotowych i ich oczyszczania, stosując kombinację poniższych technik.
      
                   
               
               
                  Technika
               
               
                  Zastosowanie
               
            
                  a
               
               
                  Termiczne lub mechaniczne oczyszczanie wstępne surowców wtórnych w celu zminimalizowania organicznego zanieczyszczenia materiału wsadowego do pieca
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  b
               
               
                  Stosowanie zamkniętego pieca z odpowiednio zaprojektowanym systemem odpylania lub szczelne zamknięcie pieca i innych jednostek technologicznych w odpowiednio wentylowanym systemie
               
               
                  Zastosowanie może być ograniczone ze względów bezpieczeństwa (np. rodzaj/projekt pieca, ryzyko wybuchu).
               
            
                  c
               
               
                  Stosowanie dodatkowego okapu w przypadku takich operacji ładowanie pieca i spuszczanie z pieca
               
               
                  Zastosowanie może być ograniczone ze względów bezpieczeństwa (np. rodzaj/projekt pieca, ryzyko wybuchu).
               
            
                  d
               
               
                  Zbieranie pyłów lub oparów w punktach przenoszenia materiałów pylących (np. w punktach ładowania pieca i spuszczania z pieca, w osłoniętych rynnach spustowych)
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  e
               
               
                  Optymalizacja projektu i funkcjonowania okapów i przewodów wentylacyjnych w celu przechwytywania oparów powstających w miejscu wprowadzania materiału wsadowego do pieca oraz w wyniku spustu i przenoszenia gorącego metalu, kamienia lub żużla w osłoniętych rynnach spustowych
               
               
                  W przypadku istniejących zespołów urządzeń możliwość zastosowania tej techniki może być ograniczona ze względu na dostępną przestrzeń i ograniczenia w zakresie konfiguracji zespołu urządzeń.
               
            
                  f
               
               
                  Obudowy pieca/reaktora takie jak podwójna obudowa pieca lub obudowa typu „dog house” na potrzeby operacji ładowania pieca i spuszczania z pieca
               
               
                  W przypadku istniejących zespołów urządzeń możliwość zastosowania tej techniki może być ograniczona ze względu na dostępną przestrzeń i ograniczenia w zakresie konfiguracji zespołu urządzeń.
               
            
                  g
               
               
                  Optymalizacja przepływu gazów odlotowych z pieca poprzez skomputeryzowane badania i znaczniki dynamiki płynów
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  h
               
               
                  Systemy ładowania pieców częściowo zamkniętych w celu dodawania surowców w niewielkich ilościach
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  i
               
               
                  Oczyszczanie zebranych emisji za pomocą odpowiedniego systemu redukcji emisji
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            1.1.5.   Monitorowanie emisji do powietrza
      
      BAT 10.   W ramach BAT należy monitorować emisje z kominów do powietrza co najmniej z podaną poniżej częstotliwością i zgodnie z normami EN. Jeżeli normy EN nie są dostępne, w ramach BAT należy stosować normy ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy zapewniające uzyskanie danych o równorzędnej jakości naukowej.
      
                  Parametr
               
               
                  Monitorowanie związane z
               
               
                  Minimalna częstotliwość monitorowania
               
               
                  Norma(-y)
               
            
                  Pył (4)
                  
               
               
                  
                     Miedź:
                  BAT 38, BAT 39, BAT 40, BAT 43, BAT 44, BAT 45
                  
                     Glin:
                  BAT 56, BAT 58, BAT 59, BAT 60, BAT 61, BAT 67, BAT 81, BAT 88
                  
                     Ołów, cyna:
                  BAT 94, BAT 96, BAT 97
                  
                     Cynk, kadm:
                  BAT 119, BAT 122
                  
                     Metale szlachetne:
                  BAT 140
                  
                     Żelazostopy:
                  BAT 155, BAT 156, BAT 157, BAT 158
                  
                     Nikiel, kobalt:
                  BAT 171
                  
                     Pozostałe metale nieżelazne:
                  emisje z etapów produkcji takich jak obróbka wstępna surowców, ładowanie, wytapianie, topienie i spuszczanie
               
               
                  W trybie ciągłym (3)
                  
               
               
                  EN 13284-2
               
            
                  
                     Miedź:
                  BAT 37, BAT 38, BAT 40, BAT 41, BAT 42, BAT 43, BAT 44, BAT 45
                  
                     Glin:
                  BAT 56, BAT 58, BAT 59, BAT 60, BAT 61, BAT 66, BAT 67, BAT 68, BAT 80, BAT 81, BAT 82, BAT 88
                  
                     Ołów, cyna:
                  BAT 94, BAT 95, BAT 96, BAT 97
                  
                     Cynk, kadm:
                  BAT 113, BAT 119, BAT 121, BAT 122, BAT 128, BAT 132
                  
                     Metale szlachetne:
                  BAT 140
                  
                     Żelazostopy:
                  BAT 154, BAT 155, BAT 156, BAT 157, BAT 158
                  
                     Nikiel, kobalt:
                  BAT 171
                  
                     Węgiel/grafit:
                  BAT 178, BAT 179, BAT 180, BAT 181
                  
                     Pozostałe metale nieżelazne:
                  emisje z etapów produkcji takich jak obróbka wstępna surowców, ładowanie, wytapianie, topienie i spuszczanie
               
               
                  Raz w roku (3)
                  
               
               
                  EN 13284-1
               
            
                  Antymon i jego związki, wyrażone jako Sb
               
               
                  
                     Ołów, cyna:
                  BAT 96, BAT 97
               
               
                  Raz w roku
               
               
                  EN 14385
               
            
                  Arsen i jego związki, wyrażone jako As
               
               
                  
                     Miedź:
                  BAT 37, BAT 38, BAT 39, BAT 40, BAT 42, BAT 43, BAT 44, BAT 45
                  
                     Ołów, cyna:
                  BAT 96, BAT 97
                  
                     Cynk:
                  BAT 122
               
               
                  Raz w roku
               
               
                  EN 14385
               
            
                  Kadm i jego związki, wyrażone jako Cd
               
               
                  
                     Miedź:
                  BAT 37, BAT 38, BAT 39, BAT 40, BAT 41, BAT 42, BAT 43, BAT 44, BAT 45
                  
                     Ołów, cyna:
                  BAT 94, BAT 95, BAT 96, BAT 97
                  
                     Cynk, kadm:
                  BAT 122, BAT 132
                  
                     Żelazostopy:
                  BAT 156
               
               
                  Raz w roku
               
               
                  EN 14385
               
            
                  Chrom (VI)
               
               
                  
                     Żelazostopy:
                  BAT 156
               
               
                  Raz w roku
               
               
                  Brak dostępnej normy EN
               
            
                  Miedź i jej związki, wyrażone jako Cu
               
               
                  
                     Miedź:
                  BAT 37, BAT 38, BAT 39, BAT 40, BAT 42, BAT 43, BAT 44, BAT 45
                  
                     Ołów, cyna:
                  BAT 96, BAT 97
               
               
                  Raz w roku
               
               
                  EN 14385
               
            
                  Nikiel i jego związki, wyrażone jako Ni
               
               
                  
                     Nikiel, kobalt:
                  BAT 172, BAT 173
               
               
                  Raz w roku
               
               
                  EN 14385
               
            
                  Ołów i jego związki, wyrażone jako Pb
               
               
                  
                     Miedź:
                  BAT 37, BAT 38, BAT 39, BAT 40, BAT 41, BAT 42, BAT 43, BAT 44, BAT 45
                  
                     Ołów, cyna:
                  BAT 94, BAT 95, BAT 96, BAT 97
                  
                     Żelazostopy:
                  BAT 156
               
               
                  Raz w roku
               
               
                  EN 14385
               
            
                  Tal i jego związki, wyrażone jako Tl
               
               
                  
                     Żelazostopy:
                  BAT 156
               
               
                  Raz w roku
               
               
                  EN 14385
               
            
                  Cynk i jego związki, wyrażone jako Zn
               
               
                  
                     Cynk, kadm:
                  BAT 113, BAT 114, BAT 119, BAT 121, BAT 122, BAT 128, BAT 132
               
               
                  Raz w roku
               
               
                  EN 14385
               
            
                  Inne metale, w stosownych przypadkach (5)
                  
               
               
                  
                     Miedź:
                  BAT 37, BAT 38, BAT 39, BAT 40, BAT 41, BAT 42, BAT 43, BAT 44, BAT 45
                  
                     Ołów, cyna:
                  BAT 94, BAT 95, BAT 96, BAT 97
                  
                     Cynk, kadm:
                  BAT 113, BAT 119, BAT 121, BAT 122, BAT 128, BAT 132
                  
                     Metale szlachetne:
                  BAT 140
                  
                     Żelazostopy:
                  BAT 154, BAT 155, BAT 156, BAT 157, BAT 158
                  
                     Nikiel, kobalt:
                  BAT 171
                  
                     Pozostałe metale nieżelazne
                  
               
               
                  Raz w roku
               
               
                  EN 14385
               
            
                  Rtęć i jej związki, wyrażone jako Hg
               
               
                  
                     Miedź, glin, ołów, cyna, cynk, kadm, żelazostopy, nikiel, kobalt, pozostałe metale nieżelazne:
                  
                  BAT 11
               
               
                  W trybie ciągłym lub raz w roku (3)
                  
               
               
                  EN 14884
                  EN 13211
               
            
                  SO2
                  
               
               
                  
                     Miedź: BAT 49
                  
                     Glin: BAT 60, BAT 69
                  
                     Ołów, cyna: BAT 100
                  
                     Metale szlachetne: BAT 142, BAT 143
                  
                     Nikiel, kobalt: BAT 174
                  
                     Pozostałe metale nieżelazne
                      (8)
                      (9)
                  
               
               
                  W trybie ciągłym lub raz w roku (3)
                      (6)
                  
               
               
                  EN 14791
               
            
                  
                     Cynk, kadm: BAT 120
               
               
                  W trybie ciągłym
               
            
                  
                     Węgiel/grafit: BAT 182
               
               
                  Raz w roku
               
            
                  NOX, wyrażony jako NO2
                  
               
               
                  
                     Miedź, glin, ołów, cyna, FeSi, Si (procesy pirometalurgiczne): BAT 13
                  
                     Metale szlachetne: BAT 141
                  
                     Pozostałe metale nieżelazne
                      (9)
                  
               
               
                  W trybie ciągłym lub raz w roku (3)
                  
               
               
                  EN 14792
               
            
                  
                     Węgiel/grafit:
                  
               
               
                  Raz w roku
               
            
                  Całkowite LZO
               
               
                  
                     Miedź: BAT 46
                  
                     Glin: BAT 83
                  
                     Ołów, cyna: BAT 98
                  
                     Cynk, kadm: BAT 123
                  
                     Pozostałe metale nieżelazne
                      (10)
                  
               
               
                  W trybie ciągłym lub raz w roku (3)
                  
               
               
                  EN 12619
               
            
                  
                     Żelazostopy: BAT 160
                  
                     Węgiel/grafit: BAT 183
               
               
                  Raz w roku
               
            
                  Formaldehyd
               
               
                  
                     Węgiel/grafit:
                  
                  BAT 183
               
               
                  Raz w roku
               
               
                  Brak dostępnej normy EN
               
            
                  Fenol
               
               
                  
                     Węgiel/grafit: BAT 183
               
               
                  Raz w roku
               
               
                  Brak dostępnej normy EN
               
            
                  PCDD/F
               
               
                  
                     Miedź: BAT 48
                  
                     Glin: BAT 83
                  
                     Ołów, cyna: BAT 99
                  
                     Cynk, kadm: BAT 123
                  
                     Metale szlachetne: BAT 146
                  
                     Żelazostopy: BAT 159
                  
                     Pozostałe metale nieżelazne
                      (7)
                      (9)
                  
               
               
                  Raz w roku
               
               
                  EN 1948, części 1, 2 i 3
               
            
                  H2SO4
                  
               
               
                  
                     Miedź: BAT 50
                  
                     Cynk, kadm: BAT 114
               
               
                  Raz w roku
               
               
                  Brak dostępnej normy EN
               
            
                  NH3
                  
               
               
                  
                     Glin: BAT 89
                  
                     Metale szlachetne: BAT 145
                  
                     Nikiel, kobalt: BAT 175
               
               
                  Raz w roku
               
               
                  Brak dostępnej normy EN
               
            
                  Benzo[a]piren
               
               
                  
                     Glin:
                  BAT 59, BAT 60, BAT 61
                  
                     Żelazostopy:
                  BAT 160
                  
                     Węgiel/grafit:
                  BAT 178, BAT 179, BAT 180, BAT 181
               
               
                  Raz w roku
               
               
                  ISO 11338–1
                  ISO 11338–2
               
            
                  Fluorki gazowe wyrażone jako HF
               
               
                  
                     Glin: BAT 60, BAT 61, BAT 67
               
               
                  W trybie ciągłym (3)
                  
               
               
                  ISO 15713
               
            
                  
                     Glin: BAT 60, BAT 67, BAT 84
                  
                     Cynk, kadm: BAT 124
               
               
                  Raz w roku (3)
                  
               
            
                  Fluorki ogółem
               
               
                  
                     Glin: BAT 60, BAT 67
               
               
                  Raz w roku
               
               
                  Brak dostępnej normy EN
               
            
                  Chlorki gazowe wyrażone jako HCl
               
               
                  
                     Glin: BAT 84
               
               
                  W trybie ciągłym lub raz w roku (3)
                  
               
               
                  EN 1911
               
            
                  
                     Cynk, kadm: BAT 124
                  
                     Metale szlachetne: BAT 144
               
               
                  Raz w roku
               
            
                  Cl2
                  
               
               
                  
                     Glin: BAT 84
                  
                     Metale szlachetne: BAT 144
                  
                     Nikiel, kobalt: BAT 172
               
               
                  Raz w roku
               
               
                  Brak dostępnej normy EN
               
            
                  H2S
               
               
                  
                     Glin: BAT 89
               
               
                  Raz w roku
               
               
                  Brak dostępnej normy EN
               
            
                  PH3
                  
               
               
                  
                     Glin: BAT 89
               
               
                  Raz w roku
               
               
                  Brak dostępnej normy EN
               
            
                  Suma AsH3 i SbH3
                  
               
               
                  
                     Cynk, kadm: BAT 114
               
               
                  Raz w roku
               
               
                  Brak dostępnej normy EN
               
            
                  
                              
                                 Uwaga:
                              
                           
                           
                              kategoria „pozostałe metale nieżelazne” odnosi się do produkcji metali nieżelaznych innych niż metale szczegółowo omówione w pkt 1.2–1.8.
                           
                        
            1.1.6.   Emisje rtęci
      
      BAT 11.   Aby ograniczyć emisje rtęci do powietrza (emisje inne niż te kierowane do instalacji kwasu siarkowego) z procesu pirometalurgicznego, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub obie te techniki.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Stosowanie surowców o niskiej zawartości rtęci, w tym poprzez współpracę z dostawcami w celu usunięcia rtęci z materiałów wtórnych.
               
            
                  b
               
               
                  Stosowanie adsorbentów (np. węgla aktywnego, selenu) w połączeniu z filtrowaniem przeciwpyłowym (11)
                  
               
            Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 1.
      
         Tabela 1
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji rtęci do powietrza (emisji innych niż te kierowane do instalacji kwasu siarkowego) z procesu pirometalurgicznego, w ramach którego stosowano surowce zawierające rtęć
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT-AEL (mg/Nm3) (12)
                      (13)
                  
               
            
                  Rtęć i jej związki, wyrażone jako Hg
               
               
                  0,01 – 0,05
               
            Powiązane monitorowanie określono w BAT 10.
      1.1.7.   Emisje dwutlenku siarki
      
      BAT 12.   Aby ograniczyć emisje SO2 z gazów odlotowych o wysokiej zawartości SO2 i uniknąć wytwarzania odpadów z systemu oczyszczania gazów spalinowych, w ramach BAT należy odzyskać siarkę przez produkcję kwasu siarkowego lub ciekłego SO2.
      
         Zastosowanie
      
      Ma zastosowanie wyłącznie do instalacji produkujących miedź, ołów, cynk pierwotny, srebro, nikiel lub molibden.
      1.1.8.   Emisje NOX
         
      
      BAT 13.   Aby zapobiec emisjom NOX do powietrza z procesu pirometalurgicznego, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik.
      
                   
               
               
                  Technika (14)
                  
               
            
                  a
               
               
                  Palniki o niskiej emisji NOX
                  
               
            
                  b
               
               
                  Palniki tlenowo-paliwowe
               
            
                  c
               
               
                  Recyrkulacja gazów spalinowych (z powrotem przez palnik w celu zmniejszenia temperatury płomienia) w przypadku palników tlenowo-paliwowych
               
            Powiązane monitorowanie określono w BAT 10.
      1.1.9.   Emisje do wody, w tym ich monitorowanie
      
      BAT 14.   Aby zapobiec wytwarzaniu ścieków lub je ograniczyć, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.
      
                   
               
               
                  Technika
               
               
                  Zastosowanie
               
            
                  a
               
               
                  Mierzenie ilości zużytej wody świeżej i ilości odprowadzonych ścieków
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  b
               
               
                  Ponowne wykorzystanie ścieków z operacji oczyszczania (w tym anodowej i katodowej wody do spłukiwania) i wycieków z tego samego procesu
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  c
               
               
                  Ponowne wykorzystanie strumieni słabego kwasu wytwarzanych w elektrofiltrze i płuczkach gazowych mokrych
               
               
                  Zastosowanie może być ograniczone w zależności od zawartości metalu i substancji stałych w ściekach.
               
            
                  d
               
               
                  Ponowne wykorzystanie ścieków z granulacji żużla
               
               
                  Zastosowanie może być ograniczone w zależności od zawartości metalu i substancji stałych w ściekach.
               
            
                  e
               
               
                  Ponowne wykorzystanie wody ze spływów powierzchniowych
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  f
               
               
                  Stosowanie systemu chłodzenia o obiegu zamkniętym
               
               
                  Zastosowanie może być ograniczone, gdy ze względów związanych z procesem wymagana jest niska temperatura.
               
            
                  g
               
               
                  Ponowne wykorzystanie oczyszczonej wody z oczyszczalni ścieków
               
               
                  Zastosowanie może być ograniczone ze względu na zawartość soli.
               
            BAT 15.   Aby zapobiec zanieczyszczeniu wody i ograniczyć emisje do wody, w ramach BAT należy oddzielić niezanieczyszczone strumienie ścieków od strumieni ścieków wymagających oczyszczenia.
      
         Zastosowanie
      
      Oddzielanie niezanieczyszczonych wód opadowych może nie mieć zastosowania w przypadku istniejących systemów zbierania ścieków.
      BAT 16.   W ramach BAT należy stosować ISO 5667 w odniesieniu do pobierania próbek wody i co najmniej raz w miesiącu monitorować emisje do wody w miejscu, w którym emisja opuszcza instalację (15), zgodnie z normami EN. Jeżeli normy EN nie są dostępne, w ramach BAT należy stosować normy ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy zapewniające uzyskanie danych o równorzędnej jakości naukowej.
      
                  Parametr
               
               
                  Dotyczy produkcji poniższych metali (16)
                  
               
               
                  Norma(-y)
               
            
                  Rtęć (Hg)
               
               
                  Miedź, ołów, cyna, cynk, kadm, metale szlachetne, żelazostopy, nikiel, kobalt i pozostałe metale nieżelazne
               
               
                  EN ISO 17852
                  EN ISO 12846
               
            
                  Żelazo (Fe)
               
               
                  Miedź, ołów, cyna, cynk, kadm, metale szlachetne, żelazostopy, nikiel, kobalt i pozostałe metale nieżelazne
               
               
                  EN ISO 11885
                  EN ISO 15586
                  EN ISO 17294-2
               
            
                  Arsen (As)
               
               
                  Miedź, ołów, cyna, cynk, kadm, metale szlachetne, żelazostopy, nikiel i kobalt
               
            
                  Kadm (Cd)
               
            
                  Miedź (Cu)
               
            
                  Nikiel (Ni)
               
            
                  Ołów (Pb)
               
            
                  Cynk (Zn)
               
            
                  Srebro (Ag)
               
               
                  Metale szlachetne
               
            
                  Glin (Al)
               
               
                  Glin
               
            
                  Kobalt (Co)
               
               
                  Nikiel i kobalt
               
            
                  Chrom ogólny (Cr)
               
               
                  Żelazostopy
               
            
                  Chrom (VI) (Cr(VI))
               
               
                  Żelazostopy
               
               
                  EN ISO 10304-3
                  EN ISO 23913
               
            
                  Antymon (Sb)
               
               
                  Miedź, ołów i cyna
               
               
                  EN ISO 11885
                  EN ISO 15586
                  EN ISO 17294-2
               
            
                  Cyna (Sn)
               
               
                  Miedź, ołów i cyna
               
            
                  Inne metale, w stosownych przypadkach (17)
                  
               
               
                  Aluminium, żelazostopy i pozostałe metale nieżelazne
               
            
                  Siarczan (SO4
                     2-)
               
               
                  Miedź, ołów, cyna, cynk, kadm, metale szlachetne, nikiel, kobalt i pozostałe metale nieżelazne
               
               
                  EN ISO 10304-1
               
            
                  Fluorek (F-)
               
               
                  Aluminium pierwotne
               
            
                  Zawiesina ogólna
               
               
                  Glin
               
               
                  EN 872
               
            BAT 17.   Aby ograniczyć emisje do wody, w ramach BAT należy oczyszczać wycieki z miejsc magazynowania cieczy i ścieki z produkcji metali nieżelaznych, w tym z etapu mycia w ramach procesu w piecu obrotowym Waelza, oraz usuwać metale i siarczany poprzez stosowanie kombinacji poniższych technik.
      
                   
               
               
                  Technika (18)
                  
               
               
                  Zastosowanie
               
            
                  a
               
               
                  Strącanie chemiczne
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  b
               
               
                  Sedymentacja
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  c
               
               
                  Filtracja
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  d
               
               
                  Flotacja
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  e
               
               
                  Ultrafiltracja
               
               
                  Ma zastosowanie wyłącznie do określonych strumieni w produkcji metali nieżelaznych.
               
            
                  f
               
               
                  Filtrowanie węglem aktywnym
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  g
               
               
                  Odwrócona osmoza
               
               
                  Ma zastosowanie wyłącznie do określonych strumieni w produkcji metali nieżelaznych.
               
            Poziomy emisji powiązane z BAT
      Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AEL) w odniesieniu do emisji bezpośrednich do cieku wodnego będącego odbiornikiem pochodzących z produkcji miedzi, ołowiu, cyny, cynku, kadmu, metali szlachetnych, niklu, kobaltu i żelazostopów są podane w tabeli 2.
      Wspomniane poziomy emisji powiązane z BAT stosuje się w punkcie, w którym emisja opuszcza instalację.
      
         Tabela 2
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji bezpośrednich do cieku wodnego będącego odbiornikiem pochodzących z produkcji miedzi, ołowiu, cyny, cynku (w tym ścieki pochodzące z etapu mycia w ramach procesu w piecu obrotowym Waelza), kadmu, metali szlachetnych, niklu, kobaltu i żelazostopów
      
      
                  BAT-AEL (mg/l) (średnia dzienna)
               
            
                  Parametr
               
               
                  Produkcja
               
            
                  Miedzi
               
               
                  Ołowiu lub cyny
               
               
                  Cynku lub kadmu
               
               
                  Metali szlachetnych
               
               
                  Niklu lub kobaltu
               
               
                  Żelazostopów
               
            
                  Srebro (Ag)
               
               
                  ND
               
               
                  ≤ 0,6
               
               
                  ND
               
            
                  Arsen (As)
               
               
                  ≤ 0,1 (19)
                  
               
               
                  ≤ 0,1
               
               
                  ≤ 0,1
               
               
                  ≤ 0,1
               
               
                  ≤ 0,3
               
               
                  ≤ 0,1
               
            
                  Kadm (Cd)
               
               
                  0,02–0,1
               
               
                  ≤ 0,1
               
               
                  ≤ 0,1
               
               
                  ≤ 0,05
               
               
                  ≤ 0,1
               
               
                  ≤ 0,05
               
            
                  Kobalt (Co)
               
               
                  ND
               
               
                  ≤ 0,1
               
               
                  ND
               
               
                  0,1–0,5
               
               
                  ND
               
            
                  Chrom ogólny (Cr)
               
               
                  ND
               
               
                  ≤ 0,2
               
            
                  Chrom (VI) (Cr(VI))
               
               
                  ND
               
               
                  ≤ 0,05
               
            
                  Miedź (Cu)
               
               
                  0,05–0,5
               
               
                  ≤ 0,2
               
               
                  ≤ 0,1
               
               
                  ≤ 0,3
               
               
                  ≤ 0,5
               
               
                  ≤ 0,5
               
            
                  Rtęć (Hg)
               
               
                  0,005–0,02
               
               
                  ≤ 0,05
               
               
                  ≤ 0,05
               
               
                  ≤ 0,05
               
               
                  ≤ 0,05
               
               
                  ≤ 0,05
               
            
                  Nikiel (Ni)
               
               
                  ≤ 0,5
               
               
                  ≤ 0,5
               
               
                  ≤ 0,1
               
               
                  ≤ 0,5
               
               
                  ≤ 2
               
               
                  ≤ 2
               
            
                  Ołów (Pb)
               
               
                  ≤ 0,5
               
               
                  ≤ 0,5
               
               
                  ≤ 0,2
               
               
                  ≤ 0,5
               
               
                  ≤ 0,5
               
               
                  ≤ 0,2
               
            
                  Cynk (Zn)
               
               
                  ≤ 1
               
               
                  ≤ 1
               
               
                  ≤ 1
               
               
                  ≤ 0,4
               
               
                  ≤ 1
               
               
                  ≤ 1
               
            
                  
                              ND:
                           
                           
                              nie dotyczy
                           
                        
            Powiązane monitorowanie określono w BAT 16.
      1.1.10.   Hałas
      
      BAT 18.   Aby ograniczyć emisje hałasu, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Wykorzystywanie nasypów w celu ekranowania źródła hałasu
               
            
                  b
               
               
                  Osłanianie głośnych instalacji lub komponentów konstrukcjami dźwiękochłonnymi
               
            
                  c
               
               
                  Stosowanie antywibracyjnych mocowań i wzajemnych połączeń między urządzeniami
               
            
                  d
               
               
                  Kierunek ustawienia maszyn emitujących hałas
               
            
                  e
               
               
                  Zmiana częstotliwości dźwięku
               
            1.1.11.   Zapach
      
      BAT 19.   Aby ograniczyć emisje zapachu, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.
      
                   
               
               
                  Technika
               
               
                  Zastosowanie
               
            
                  a
               
               
                  Odpowiednie składowanie materiałów zapachowych i obchodzenie się z nimi
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  b
               
               
                  Ograniczenie do minimum stosowania materiałów zapachowych
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  c
               
               
                  Staranne zaprojektowanie, eksploatacja i konserwacja każdego urządzenia, które mogłoby generować emisje zapachu
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  d
               
               
                  Techniki dopalania lub filtracji, z uwzględnieniem filtrów biologicznych
               
               
                  Zastosowanie wyłącznie w ograniczonych przypadkach (np. na etapie impregnacji podczas specjalistycznej produkcji w sektorze węgla i grafitu)
               
            1.2.   KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT W ODNIESIENIU DO PRODUKCJI MIEDZI
      1.2.1.   Materiały wtórne
      
      BAT 20.   Aby zwiększyć wyniki w zakresie odzyskiwania materiałów wtórnych ze złomu, w ramach BAT należy separować składniki niemetaliczne i metale inne niż miedź, stosując jedną z poniższych technik lub ich kombinację.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Ręczna separacja dużych, widocznych składników
               
            
                  b
               
               
                  Magnetyczna separacja metali żelaznych
               
            
                  c
               
               
                  Optyczna lub wiroprądowa separacja aluminium
               
            
                  d
               
               
                  Separacja za pomocą gęstości względnej różnych składników metalicznych i niemetalicznych (przy wykorzystaniu płynu o innej gęstości lub powietrza)
               
            1.2.2.   Energia
      
      BAT 21.   Aby zapewnić efektywne zużycie energii w pierwotnej produkcji miedzi, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.
      
                   
               
               
                  Technika
               
               
                  Zastosowanie
               
            
                  a
               
               
                  Optymalizacja wykorzystania energii zawartej w koncentracie przy zastosowaniu pieca do wytapiania zawiesinowego
               
               
                  Ma zastosowanie wyłącznie w nowych zespołach urządzeń i w przypadku znaczącej modernizacji istniejących zespołów urządzeń.
               
            
                  b
               
               
                  Stosowanie gorących gazów technologicznych pochodzących z etapów topienia w celu podgrzania wsadu do pieca
               
               
                  Ma zastosowanie wyłącznie do pieców szybowych.
               
            
                  c
               
               
                  Przykrywanie koncentratów w trakcie transportu i składowania
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  d
               
               
                  Wykorzystywanie nadwyżki ciepła wygenerowanej na etapach pierwotnego wytapiania lub konwertowania do celów topienia materiałów wtórnych zawierających miedź
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  e
               
               
                  Wykorzystywanie ciepła w gazach z pieców anodowych w trybie kaskadowym na potrzeby innych procesów takich jak suszenie
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            BAT 22.   Aby zapewnić efektywne zużycie energii we wtórnej produkcji miedzi, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.
      
                   
               
               
                  Technika
               
               
                  Zastosowanie
               
            
                  a
               
               
                  Ograniczenie zawartości wody w materiale wsadowym do pieca
               
               
                  Zastosowanie jest ograniczone, w przypadku gdy wilgoć zawarta w materiałach jest wykorzystywana jako technika ograniczania emisji rozproszonych.
               
            
                  b
               
               
                  Produkowanie pary przez odzyskiwanie nadwyżki ciepła z pieców do wytapiania w celu podgrzewania elektrolitu w rafineriach lub produkowania energii elektrycznej w instalacji do produkcji skojarzonej
               
               
                  Ma zastosowanie, jeżeli istnieje ekonomicznie uzasadniony popyt na parę.
               
            
                  c
               
               
                  Topienie złomu przy wykorzystaniu nadwyżki ciepła produkowanej w procesie wytapiania lub konwertowania
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  d
               
               
                  Piec podgrzewający pomiędzy poszczególnymi etapami przetwarzania
               
               
                  Ma zastosowanie wyłącznie do użytkowanych okresowo pieców do wytapiania, w przypadku gdy wymagana jest pojemność buforowa stopionego materiału.
               
            
                  e
               
               
                  Podgrzanie wsadu do pieca za pomocą gorących gazów technologicznych pochodzących z etapów topienia
               
               
                  Ma zastosowanie wyłącznie do pieców szybowych.
               
            BAT 23.   Aby zapewnić efektywne zużycie energii w ramach elektrorafinacji i operacji związanych z elektrolitycznym otrzymywaniem metali, w ramach BAT należy stosować kombinację poniższych technik.
      
                   
               
               
                  Technika
               
               
                  Zastosowanie
               
            
                  a
               
               
                  Zastosowanie izolacji i osłon w odniesieniu do elektrolizerów
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  b
               
               
                  Dodanie środków powierzchniowo czynnych do komór do elektrolitycznego otrzymywania metali
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  c
               
               
                  Ulepszony projekt komory pozwalający na zmniejszenie zużycia energii poprzez optymalizację następujących parametrów: przestrzeni między anodą i katodą, geometrii anody, gęstości prądu, składu elektrolitowego i temperatury
               
               
                  Ma zastosowanie wyłącznie w nowych zespołach urządzeń i w przypadku znaczącej modernizacji istniejących zespołów urządzeń.
               
            
                  d
               
               
                  Stosowanie blach katodowych ze stali nierdzewnej
               
               
                  Ma zastosowanie wyłącznie w nowych zespołach urządzeń i w przypadku znaczącej modernizacji istniejących zespołów urządzeń.
               
            
                  e
               
               
                  Automatyczne zmiany katoda/anoda w celu uzyskania precyzyjnego umiejscowienia elektrod w komorze
               
               
                  Ma zastosowanie wyłącznie w nowych zespołach urządzeń i w przypadku znaczącej modernizacji istniejących zespołów urządzeń.
               
            
                  f
               
               
                  Wykrywanie zwarć i kontrola jakości w celu zapewnienia, aby elektrody były proste i płaskie oraz aby anoda miała odpowiednią masę
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            1.2.3.   Emisje do powietrza
      
      BAT 24.   Aby ograniczyć emisje wtórne do powietrza z pieców i urządzeń pomocniczych w pierwotnej produkcji miedzi oraz aby zoptymalizować wydajność systemu redukcji emisji, w ramach BAT należy zbierać, mieszać i oczyszczać emisje wtórne z zastosowaniem scentralizowanego systemu oczyszczania gazów odlotowych.
      
         Opis
      
      Emisje wtórne z różnych źródeł są zbierane, mieszane i oczyszczane w ramach jednego scentralizowanego systemu oczyszczania gazów odlotowych, który służy skutecznemu usuwaniu zanieczyszczeń znajdujących się w każdym z przepływów. Dokłada się starań, aby nie mieszać ze sobą strumieni, które nie są kompatybilne pod względem chemicznym i aby uniknąć niepożądanych reakcji chemicznych między różnymi zebranymi przepływami.
      
         Zastosowanie
      
      Zastosowanie tej techniki może być ograniczone w odniesieniu do istniejących zespołów urządzeń ze względu na ich projekt i układ.
      1.2.3.1.   Emisje rozproszone
      
      BAT 25.   Aby zapobiec emisjom rozproszonym z obróbki wstępnej (takiej jak mieszanie, suszenie, łączenie, homogenizacja, przesiewanie i granulowanie) materiałów pierwotnych i wtórnych lub aby ograniczyć te emisje, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.
      
                   
               
               
                  Technika
               
               
                  Zastosowanie
               
            
                  a
               
               
                  Stosowanie zamkniętych przenośników lub systemów transportu pneumatycznego w odniesieniu do materiałów pylących
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  b
               
               
                  Przeprowadzanie czynności, takich jak mieszanie, z udziałem materiałów pylących w zamkniętym budynku
               
               
                  W przypadku istniejących zespołów urządzeń zastosowanie tej techniki może być trudne ze względu na wymagania dotyczące przestrzeni.
               
            
                  c
               
               
                  Stosowanie systemów ograniczania zapylenia, takich jak armatki wodne lub wodne instalacje tryskaczowe
               
               
                  Technika ta nie ma zastosowania do operacji mieszania prowadzonych w pomieszczeniach. Nie ma też zastosowania do procesów wymagających użycia materiałów suchych. Zastosowanie jest także ograniczone w regionach, w których występuje niedobór wody lub bardzo niskie temperatury.
               
            
                  d
               
               
                  Stosowanie urządzeń z osłonami wyposażonych w system wyciągu powietrza podłączony do systemu redukcji emisji na potrzeby operacji prowadzonych z udziałem materiałów pylących (takich jak suszenie, mieszanie, mielenie, separacja powietrza i granulowanie)
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  e
               
               
                  Stosowanie systemu odprowadzania emisji pyłów i gazów, takiego jak okap, w połączeniu z systemem redukcji emisji pyłów i gazów
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            BAT 26.   Aby zapobiec emisjom rozproszonym z operacji ładowania, wytapiania i spuszczania w piecach do wytapiania miedzi pierwotnej i wtórnej oraz w piecach podgrzewających i piecach do topienia lub aby ograniczyć te emisje, w ramach BAT należy stosować kombinację poniższych technik.
      
                   
               
               
                  Technika
               
               
                  Zastosowanie
               
            
                  a
               
               
                  Brykietowanie i granulowanie surowców
               
               
                  Ma zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy w ramach procesu i w przypadku danego pieca można użyć surowców granulowanych.
               
            
                  b
               
               
                  Zamknięty system ładowania, taki jak pojedynczy palnik strumieniowy, uszczelnienie drzwi (20), zamknięte przenośniki lub podajniki wyposażone w system wyciągu powietrza w połączeniu z systemem redukcji emisji pyłów i gazów
               
               
                  Palnik strumieniowy ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do pieców zawiesinowych.
               
            
                  c
               
               
                  Utrzymywanie podciśnienia i wystarczającego poziomu wyciągu gazów w kanałach piecowych i gazowych w celu zapobiegania zwiększeniu ciśnienia
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  d
               
               
                  Okapy odciągowe/obudowy w punktach ładowania i spuszczania w połączeniu z systemem redukcji emisji gazów odlotowych (np. osłona/tunel na potrzeby pracy kadzi podczas spuszczania, które są zamknięte ruchomymi drzwiami/barierami wyposażonymi w system wentylacji i redukcji emisji)
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  e
               
               
                  Obudowanie pieca wentylowaną osłoną
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  f
               
               
                  Utrzymanie szczelności pieca
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  g
               
               
                  Utrzymywanie temperatury w piecu na najniższym wymaganym poziomie
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  h
               
               
                  Wspomagające systemy odciągowe (20)
                  
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  i
               
               
                  Zamknięty budynek w połączeniu z innymi technikami służącymi do zbierania emisji rozproszonych
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  j
               
               
                  Dwustożkowy system ładowania pieców szybowych/wielkich pieców
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  k
               
               
                  Wybór i dostarczenie surowców zgodnie z rodzajem pieca i stosowanymi technikami redukcji emisji
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  l
               
               
                  Stosowanie pokryw na gardziele obrotowych pieców anodowych
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            BAT 27.   Aby ograniczyć emisje rozproszone z konwertora Peirce’a-Smitha wykorzystywanego do celów pierwotnej i wtórnej produkcji miedzi, w ramach BAT należy stosować kombinację poniższych technik.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Utrzymywanie podciśnienia i wystarczającego poziomu wyciągu gazów w kanałach piecowych i gazowych w celu zapobiegania zwiększeniu ciśnienia
               
            
                  b
               
               
                  Wzbogacanie tlenem
               
            
                  c
               
               
                  Okap główny nad otworem konwertora służący do zbierania i przenoszenia emisji pierwotnych do systemu redukcji emisji
               
            
                  d
               
               
                  Dodawanie materiałów (np. złomu i topnika) przez okap
               
            
                  e
               
               
                  System dodatkowych okapów uzupełniających okap główny, służący do zbierania emisji podczas operacji ładowania i spuszczania
               
            
                  f
               
               
                  Umieszczenie pieca w zamkniętym budynku
               
            
                  g
               
               
                  Zastosowanie dodatkowych okapów napędzanych silnikiem, aby umożliwić ich przemieszczanie w zależności od etapu procesu w celu zwiększenia skuteczności zbierania emisji wtórnych
               
            
                  h
               
               
                  Wspomagające systemy odciągowe (21) i automatyczna kontrola w celu zapobiegania dmuchaniu, gdy konwertor jest włączany lub wyłączany
               
            BAT 28.   Aby ograniczyć emisje rozproszone z konwertora Hobokena w procesie pierwotnej produkcji miedzi, w ramach BAT należy stosować kombinację poniższych technik.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Utrzymywanie podciśnienia w kanałach piecowych i gazowych podczas operacji ładowania, odżużlania i spuszczania
               
            
                  b
               
               
                  Wzbogacanie tlenem
               
            
                  c
               
               
                  Pokrywa otworu wylotowego pieca jest zamknięta w czasie pracy
               
            
                  d
               
               
                  Wspomagające systemy odciągowe (22)
                  
               
            BAT 29.   Aby ograniczyć emisje rozproszone z procesu konwertowania kamienia, w ramach BAT należy stosować piec zawiesinowy do konwertowania.
      
         Zastosowanie
      
      Ma zastosowanie jedynie do nowych zespołów urządzeń lub w przypadku znaczącej modernizacji istniejących zespołów urządzeń.
      BAT 30.   Aby ograniczyć emisje rozproszone z konwertora obrotowego z górnym dmuchaniem we wtórnej produkcji miedzi, w ramach BAT należy stosować kombinację poniższych technik.
      
                   
               
               
                  Technika
               
               
                  Zastosowanie
               
            
                  a
               
               
                  Utrzymywanie podciśnienia i wystarczającego poziomu wyciągu gazów w kanałach piecowych i gazowych w celu zapobiegania zwiększeniu ciśnienia
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  b
               
               
                  Wzbogacanie tlenem
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  c
               
               
                  Piec umieszczony w zamkniętym budynku w połączeniu z technikami zbierania i przenoszenia emisji rozproszonych z ładowania i spuszczania do systemu redukcji emisji
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  d
               
               
                  Okap główny nad otworem konwertora służący do zbierania i przenoszenia emisji pierwotnych do systemu redukcji emisji
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  e
               
               
                  Okapy lub zintegrowany okap suwnicowy służące do zbierania i przenoszenia emisji z operacji ładowania i spuszczania do systemu redukcji emisji
               
               
                  W przypadku istniejących zespołów urządzeń zintegrowany okap suwnicowy ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do znaczących modernizacji pomieszczenia z piecem.
               
            
                  f
               
               
                  Dodawanie materiałów (np. złomu i topnika) przez okap
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  g
               
               
                  Wspomagający system odciągowy (23)
                  
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            BAT 31.   Aby ograniczyć emisje rozproszone z odzyskiwania miedzi przy użyciu koncentratora żużla, w ramach BAT należy stosować kombinację poniższych technik.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Techniki ograniczania zapylenia, takie jak wykorzystanie rozpylonej wody przy obróbce, składowaniu i kruszeniu żużla
               
            
                  b
               
               
                  Rozdrabnianie i flotacja przeprowadzane z udziałem wody
               
            
                  c
               
               
                  Dostarczanie żużla na ostateczny obszar składowania za pośrednictwem transportu wodnego w zamkniętym rurociągu
               
            
                  d
               
               
                  Utrzymywanie warstwy wody w stawie lub stosowanie środka ograniczającego zapylenie, takiego jak mleko wapienne, na obszarach suchych
               
            BAT 32.   Aby ograniczyć emisje rozproszone z obróbki żużla bogatego w miedź w piecu, w ramach BAT należy stosować kombinację poniższych technik.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Techniki ograniczania zapylenia, takie jak wykorzystanie rozpylonej wody przy obróbce, składowaniu i kruszeniu żużla końcowego
               
            
                  b
               
               
                  Działanie pieca przy podciśnieniu
               
            
                  c
               
               
                  Zamknięty piec
               
            
                  d
               
               
                  Osłona, obudowa i okap do zbierania i przenoszenia emisji do systemu redukcji emisji
               
            
                  e
               
               
                  Osłonięta rynna spustowa
               
            BAT 33.   Aby ograniczyć emisje rozproszone z procesu odlewania anod podczas pierwotnej i wtórnej produkcji miedzi, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Stosowanie zamkniętej kadzi
               
            
                  b
               
               
                  Stosowanie zamkniętej kadzi pośredniej
               
            
                  c
               
               
                  Stosowanie okapu wyposażonego w system wyciągu powietrza nad kadzią odlewniczą i kołem gwiazdowym maszyny rozlewniczej
               
            BAT 34.   Aby ograniczyć emisje rozproszone z komór elektrolizy, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.
      
                   
               
               
                  Technika
               
               
                  Zastosowanie
               
            
                  a
               
               
                  Dodanie środków powierzchniowo czynnych do komór do elektrolitycznego otrzymywania metali
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  b
               
               
                  Stosowanie osłon lub okapu do zbierania i przenoszenia emisji do systemu redukcji emisji
               
               
                  Ma zastosowanie tylko do komór do elektrolitycznego otrzymywania metali lub komór do rafinacji w odniesieniu do anod o niskiej czystości. Nie ma zastosowania, gdy komory muszą pozostać nieosłonięte w celu utrzymania temperatury w komorze na odpowiednim poziomie (około 65 °C).
               
            
                  c
               
               
                  Zamknięte i zamocowane na stałe rurociągi do transportowania roztworów elektrolitycznych
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  d
               
               
                  Odprowadzanie gazu z komór czyszczących maszyny usuwającej powłoki z katody i maszyny czyszczącej złom anodowy
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            BAT 35.   Aby ograniczyć emisje rozproszone z odlewania stopów miedzi, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Stosowanie obudów lub okapów do zbierania i przenoszenia emisji do systemu redukcji emisji
               
            
                  b
               
               
                  Stosowanie osłon podczas wytopu w piecach podgrzewających i odlewniczych
               
            
                  c
               
               
                  Wspomagający system odciągowy (24)
                  
               
            BAT 36.   Aby ograniczyć emisje rozproszone z wytrawiania bez użycia kwasu i wytrawiania kwasem, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik.
      
                   
               
               
                  Technika
               
               
                  Zastosowanie
               
            
                  a
               
               
                  Umieszczenie linii wytrawiania w roztworze izopropanolu działającym w obiegu zamkniętym
               
               
                  Ma zastosowanie tylko do wytrawiania walcówki miedzianej w pracy ciągłej.
               
            
                  b
               
               
                  Wykorzystanie linii wytrawiania do zbierania i przenoszenia emisji do systemu redukcji emisji
               
               
                  Ma zastosowanie tylko do wytrawiania kwasem w pracy ciągłej.
               
            1.2.3.2.   Zorganizowane emisje pyłów
      
      Opis technik, o których jest mowa w niniejszej sekcji, znajduje się w pkt 1.10.
      Wszystkie poziomy emisji powiązane z BAT przedstawiono w tabeli 3.
      BAT 37.   Aby ograniczyć emisje pyłów i metali do powietrza z przyjmowania, składowania, obróbki, transportu, odmierzania, łączenia, mieszania, kruszenia, suszenia, cięcia i przesiewania surowców oraz obróbki pirolitycznej wiórów miedzianych w trakcie pierwotnej i wtórnej produkcji miedzi, w ramach BAT należy stosować filtr workowy.
      BAT 38.   Aby ograniczyć emisje pyłów i metali do powietrza z suszenia koncentratu podczas pierwotnej produkcji miedzi, w ramach BAT należy stosować filtr workowy.
      
         Zastosowanie
      
      W przypadku wysokiej zawartości węgla organicznego w koncentratach (np. około 10 m/m) filtry workowe mogą nie mieć zastosowania (ze względu na zaślepianie worków), można natomiast stosować inne techniki (np. elektrofiltr).
      BAT 39.   Aby ograniczyć emisje pyłów i metali do powietrza (innych niż te kierowane do instalacji kwasu siarkowego lub ciekłego SO2 lub elektrowni) z pieca do wytapiania i konwertora miedzi pierwotnej, w ramach BAT należy stosować filtr workowy lub płuczkę gazową mokrą.
      BAT 40.   Aby ograniczyć emisje pyłów i metali do powietrza (innych niż te kierowane do instalacji kwasu siarkowego) z pieca do wytapiania i konwertora miedzi wtórnej oraz z przetwarzania produktów pośrednich miedzi wtórnej, w ramach BAT należy stosować filtr workowy.
      BAT 41.   Aby ograniczyć emisje pyłów i metali do powietrza z pieca podgrzewającego miedź wtórną, w ramach BAT należy stosować filtr workowy.
      BAT 42.   Aby ograniczyć emisje pyłów i metali do powietrza z obróbki żużla bogatego w miedź w piecu, w ramach BAT należy stosować filtr workowy lub płuczkę z elektrofiltrem.
      BAT 43.   Aby ograniczyć emisje pyłów i metali do powietrza z pieca anodowego podczas pierwotnej i wtórnej produkcji miedzi, w ramach BAT należy stosować filtr workowy lub płuczkę w połączeniu z elektrofiltrem.
      BAT 44.   Aby ograniczyć emisje pyłów i metali do powietrza z odlewania anod podczas pierwotnej i wtórnej produkcji miedzi, w ramach BAT należy stosować filtr workowy lub, w przypadku gazów odlotowych o zawartości wody zbliżonej do punktu rosy, płuczkę gazową mokrą lub odmgławiacz.
      BAT 45.   Aby ograniczyć emisje pyłów i metali do powietrza z pieca do topienia miedzi, w ramach BAT należy wybrać i dostarczyć surowce zgodnie z rodzajem pieca i stosowanym systemem redukcji emisji oraz należy stosować filtr workowy.
      
         Tabela 3
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji pyłów do powietrza z produkcji miedzi
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT
               
               
                  Proces
               
               
                  BAT-AEL (mg/Nm3)
               
            
                  Pył
               
               
                  BAT 37
               
               
                  Przyjmowanie, składowanie, obróbka, transport, odmierzanie, łączenie, mieszanie, kruszenie, suszenie, cięcie i przesiewanie surowców oraz obróbka pirolityczna wiórów miedzianych podczas pierwotnej i wtórnej produkcji miedzi
               
               
                  2–5 (25)
                      (28)
                  
               
            
                  BAT 38
               
               
                  Suszenie koncentratu podczas pierwotnej produkcji miedzi
               
               
                  3–5 (26)
                      (28)
                      (29)
                  
               
            
                  BAT 39
               
               
                  Piec do wytapiania i konwertor miedzi pierwotnej (emisje inne niż te kierowane do instalacji kwasu siarkowego lub ciekłego SO2 lub elektrowni)
               
               
                  2–5 (27)
                      (28)
                  
               
            
                  BAT 40
               
               
                  Piec do wytapiania i konwertor miedzi wtórnej oraz przetwarzanie produktów pośrednich miedzi wtórnej (emisje inne niż te kierowane do instalacji kwasu siarkowego)
               
               
                  2–4 (26)
                      (28)
                  
               
            
                  BAT 41
               
               
                  Piec podgrzewający miedź wtórną
               
               
                  ≤ 5 (25)
                  
               
            
                  BAT 42
               
               
                  Obróbka żużla bogatego w miedź w piecu
               
               
                  2–5 (25)
                      (30)
                  
               
            
                  BAT 43
               
               
                  Piec anodowy (podczas pierwotnej i wtórnej produkcji miedzi)
               
               
                  2–5 (26)
                      (30)
                  
               
            
                  BAT 44
               
               
                  Odlewanie anod (podczas pierwotnej i wtórnej produkcji miedzi)
               
               
                  ≤ 5–15 (26)
                      (31)
                  
               
            
                  BAT 45
               
               
                  Piec do topienia miedzi
               
               
                  2–5 (26)
                      (32)
                  
               
            Powiązane monitorowanie określono w BAT 10.
      1.2.3.3.   Emisje związków organicznych
      
      BAT 46.   Aby ograniczyć emisje związków organicznych do powietrza z obróbki pirolitycznej wiórów miedzianych oraz suszenia, wytapiania i topienia surowców wtórnych, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik.
      
                   
               
               
                  Technika (33)
                  
               
               
                  Zastosowanie
               
            
                  a
               
               
                  Dopalacz lub komora wtórnego spalania lub regeneracyjny utleniacz termiczny
               
               
                  Możliwość zastosowania jest ograniczona ze względu na zawartość energii w gazach odlotowych, które należy oczyścić, ponieważ gazy odlotowe o niższej zawartości energii wymagają większego zużycia paliwa.
               
            
                  b
               
               
                  Wprowadzenie adsorbentu w połączeniu z filtrem workowym
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  c
               
               
                  Projekt pieca i techniki redukcji emisji zgodne z dostępnymi surowcami
               
               
                  Ma zastosowanie jedynie do nowych pieców lub znaczących modernizacji istniejących pieców.
               
            
                  d
               
               
                  Wybór i dostarczenie surowców zgodnie z rodzajem pieca i stosowanymi technikami redukcji emisji
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  e
               
               
                  Rozpad termiczny całkowitych LZO w piecu w wysokiej temperaturze (> 1 000  °C)
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 4.
      
         Tabela 4
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji całkowitych LZO do powietrza z obróbki pirolitycznej wiórów miedzianych oraz suszenia, wytapiania i topienia surowców wtórnych
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT-AEL (mg/Nm3) (34)
                      (35)
                  
               
            
                  Całkowite LZO
               
               
                  3–30
               
            Powiązane monitorowanie określono w BAT 10.
      BAT 47.   Aby ograniczyć emisje związków organicznych do powietrza z ekstrakcji za pomocą rozpuszczalnika w trakcie hydrometalurgicznej produkcji miedzi, w ramach BAT należy zastosować obie techniki opisane poniżej oraz należy określić roczne emisje LZO np. poprzez bilans masy.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Stosowanie odczynnika (rozpuszczalnika) o niższym ciśnieniu pary
               
            
                  b
               
               
                  Zamykane urządzenia, takie jak zamykane mieszalniki hydrauliczne, zamykane odstojniki i zamykane zbiorniki magazynowe
               
            BAT 48.   Aby ograniczyć emisje PCDD/F do powietrza z obróbki pirolitycznej wiórów miedzianych, wytapiania, topienia, rafinacji ogniowej i konwertowania w trakcie wtórnej produkcji miedzi, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Wybór i dostarczenie surowców zgodnie z rodzajem pieca i stosowanymi technikami redukcji emisji
               
            
                  b
               
               
                  Optymalizacja warunków spalania w celu ograniczenia emisji związków organicznych
               
            
                  c
               
               
                  Korzystanie z systemów ładowania pieca częściowo zamkniętego w celu dodania niewielkich ilości surowca
               
            
                  d
               
               
                  Rozpad termiczny PCDD/F w piecu w wysokich temperaturach (> 850 °C)
               
            
                  e
               
               
                  Zastosowanie zastrzyku tlenu w górnej strefie pieca
               
            
                  f
               
               
                  System z wewnętrznym palnikiem
               
            
                  g
               
               
                  Komora wtórnego spalania lub dopalacz lub regeneracyjny utleniacz termiczny (36)
                  
               
            
                  h
               
               
                  Unikanie układów wydechowych o wysokiej emisji pyłów w temperaturze > 250 °C
               
            
                  i
               
               
                  Szybkie chłodzenie (36)
                  
               
            
                  j
               
               
                  Wprowadzenie czynnika adsorbującego w połączeniu z efektywnym systemem zbierania pyłów (36)
                  
               
            Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 5.
      
         Tabela 5
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji PCDD/F do powietrza z obróbki pirolitycznej wiórów miedzianych, wytapiania, topienia, rafinacji ogniowej i konwertowania w trakcie wtórnej produkcji miedzi
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT-AEL (ng I-TEQ/Nm3) (37)
                  
               
            
                  PCDD/F
               
               
                  ≤ 0,1
               
            Powiązane monitorowanie określono w BAT 10.
      1.2.3.4.   Emisje dwutlenku siarki
      
      Opis technik, o których jest mowa w niniejszej sekcji, znajduje się w pkt 1.10.
      BAT 49.   Aby ograniczyć emisje SO2 (emisje inne niż te kierowane do instalacji kwasu siarkowego lub ciekłego SO2 lub elektrowni) podczas pierwotnej i wtórnej produkcji miedzi, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.
      
                   
               
               
                  Technika
               
               
                  Zastosowanie
               
            
                  a
               
               
                  Płuczka sucha lub częściowo sucha
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  b
               
               
                  Płuczka gazowa mokra
               
               
                  Zastosowanie tej techniki może być ograniczone w następujących przypadkach:
                  
                              —
                           
                           
                              bardzo wysokich natężeń przepływów gazów odlotowych (ze względu na znaczne ilości wytwarzanych odpadów i ścieków),
                           
                        
                              —
                           
                           
                              na suchych obszarach (ze względu na konieczność zapewnienia dużych ilości wody i konieczność oczyszczania ścieków).
                           
                        
            
                  c
               
               
                  System absorpcji/desorpcji oparty na polieterach
               
               
                  Nie ma zastosowania w przypadku wtórnej produkcji miedzi.
                  Nie ma zastosowania w przypadku braku instalacji kwasu siarkowego lub ciekłego SO2.
               
            Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 6.
      
         Tabela 6
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji SO2 do powietrza (emisje inne niż te kierowane do instalacji kwasu siarkowego lub ciekłego SO2 lub elektrowni) z pierwotnej i wtórnej produkcji miedzi
      
      
                  Parametr
               
               
                  Proces
               
               
                  BAT-AEL (mg/Nm3) (38)
                  
               
            
                  SO2
                  
               
               
                  Pierwotna produkcja miedzi
               
               
                  50–500 (39)
                  
               
            
                  Wtórna produkcja miedzi
               
               
                  50–300
               
            Powiązane monitorowanie określono w BAT 10.
      1.2.3.5.   Emisje kwasów
      
      BAT 50.   Aby ograniczyć emisje gazów kwaśnych do powietrza z gazów wylotowych ulatniających się z komór do elektrolitycznego otrzymywania metali, komór do rafinacji elektrolitycznej i komory czyszczącej maszyny usuwającej powłoki z katody i maszyny czyszczącej złom anodowy, w ramach BAT należy korzystać z płuczki gazowej mokrej lub odmgławiacza.
      1.2.4.   Gleba i wody podziemne
      
      BAT 51.   Aby zapobiec zanieczyszczeniu gleby i wód podziemnych z odzyskiwania miedzi w koncentratorze żużla, w ramach BAT należy stosować system odwadniania na obszarach chłodzenia i prawidłowy projekt obszaru składowania żużla końcowego w celu zbierania nadmiaru wody i uniknięcia wycieków.
      BAT 52.   Aby zapobiec zanieczyszczeniu gleby i wód podziemnych z elektrolizy podczas pierwotnej i wtórnej produkcji miedzi, w ramach BAT należy stosować kombinację poniższych technik.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Korzystanie ze szczelnego systemu odwadniania
               
            
                  b
               
               
                  Korzystanie z nieprzepuszczalnych i odpornych na kwasy podłóg
               
            
                  c
               
               
                  Korzystanie ze zbiorników dwuściennych lub umieszczenie w odpornym wydzielonym boksie o nieprzepuszczalnej podłodze
               
            1.2.5.   Wytwarzanie ścieków
      
      BAT 53.   Aby zapobiec wytwarzaniu ścieków podczas pierwotnej i wtórnej produkcji miedzi, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Stosowanie skraplacza pary w celu ogrzania komór do elektrolizy, aby oczyścić katody miedzi lub skierować ją z powrotem do kotła parowego
               
            
                  b
               
               
                  Ponowne wykorzystanie wody zebranej z obszaru chłodzenia, procesu flotacji i transportu wodnego żużla końcowego w procesie koncentracji żużla
               
            
                  c
               
               
                  Ponowne wykorzystanie roztworów trawiących i wody do płukania
               
            
                  d
               
               
                  Oczyszczanie pozostałości (surowych) z etapu ekstrakcji za pomocą rozpuszczalnika podczas hydrometalurgicznej produkcji miedzi w celu odzyskania zawartości roztworu organicznego
               
            
                  e
               
               
                  Odwirowanie zawiesiny z oczyszczarek i odstojników na etapie ekstrakcji za pomocą rozpuszczalnika podczas hydrometalurgicznej produkcji miedzi
               
            
                  f
               
               
                  Ponowne wykorzystanie przecieków z elektrolizy po etapie usuwania metali w procesie elektrolitycznego otrzymywania metali lub w procesie ługowania
               
            1.2.6.   Odpady
      
      BAT 54.   Aby ograniczyć ilości przeznaczonych do składowania odpadów z pierwotnej i wtórnej produkcji miedzi, w ramach BAT należy zorganizować operacje w celu ułatwienia ponownego użycia pozostałości lub, w przypadku braku takiej możliwości, przeprowadzenia recyklingu pozostałości, w tym przez zastosowanie jednej z poniższych technik lub ich kombinacji.
      
                   
               
               
                  Technika
               
               
                  Zastosowanie
               
            
                  a
               
               
                  Odzyskiwanie metali z pyłów i szlamu pochodzącego z system redukcji emisji pyłów
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  b
               
               
                  Ponowne wykorzystanie lub sprzedaż związków wapnia (np. gipsu) wytwarzanych w wyniku redukcji emisji SO2
                  
               
               
                  Zastosowanie może być ograniczone w zależności od zawartości metalu i dostępności rynku.
               
            
                  c
               
               
                  Odtworzenie lub recykling zużytych katalizatorów
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  d
               
               
                  Odzyskanie metalu ze szlamu z oczyszczania ścieków
               
               
                  Zastosowanie może być ograniczone w zależności od zawartości metalu i dostępności rynku/procesu.
               
            
                  e
               
               
                  Stosowanie słabego kwasu w procesie ługowania lub do produkcji gipsu
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  f
               
               
                  Odzyskanie zawartości miedzi z żużla bogatego w miedź podczas obróbki w piecu lub w instalacji flotacji żużla.
               
            
                  g
               
               
                  Stosowanie żużla końcowego z pieców jako materiału ściernego lub materiału budowlanego (do budowy dróg) lub do innych opłacalnych zastosowań
               
               
                  Zastosowanie może być ograniczone w zależności od zawartości metalu i dostępności rynku.
               
            
                  h
               
               
                  Stosowanie wykładziny pieca do odzyskiwania metali lub ponowne wykorzystanie jako materiał ogniotrwały
               
            
                  i
               
               
                  Stosowanie żużla otrzymanego z flotacji żużla jako materiału ściernego lub materiału budowlanego lub do innych opłacalnych zastosowań
               
            
                  j
               
               
                  Stosowanie ściągniętego żużla z pieców do topienia do odzyskiwania zawartości metalu
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  k
               
               
                  Stosowanie zużytych przecieków z elektrolizy do odzyskiwania miedzi i niklu. Ponowne wykorzystanie pozostałego kwasu do stworzenia nowego elektrolitu lub wyprodukowania gipsu
               
            
                  l
               
               
                  Wykorzystanie zużytej anody jako materiału chłodzącego podczas rafinacji lub przetapiania miedzi pirometalurgicznej
               
            
                  m
               
               
                  Stosowanie szlamu anodowego do odzyskiwania metali szlachetnych
               
            
                  n
               
               
                  Stosowanie gipsu z oczyszczalni ścieków w procesie pirometalurgicznym lub na sprzedaż
               
               
                  Zastosowanie może być ograniczone w zależności od jakości wytwarzanego gipsu.
               
            
                  o
               
               
                  Odzyskiwanie metali ze szlamu
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  p
               
               
                  Ponowne wykorzystanie zubożonego elektrolitu z procesu hydrometalurgicznej produkcji miedzi jako substancji do ługowania
               
               
                  Zastosowanie może być ograniczone w zależności od zawartości metalu i dostępności rynku/procesu.
               
            
                  q
               
               
                  Recykling łusek miedzianych z walcowania w piecu do wytapiania miedzi
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  r
               
               
                  Odzyskanie metali ze zużytego roztworu służącego do wytrawiania kwasem oraz ponowne wykorzystanie oczyszczonego roztworu kwasu
               
            1.3.   KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT W ODNIESIENIU DO PRODUKCJI ALUMINIUM, W TYM TLENKU GLINU I ANOD
      1.3.1.   Produkcja tlenku glinu
      
      1.3.1.1.   Energia
      
      BAT 55.   Aby zapewnić efektywne zużycie energii podczas produkcji tlenku glinu z boksytu, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.
      
                   
               
               
                  Technika
               
               
                  Opis
               
               
                  Zastosowanie
               
            
                  a
               
               
                  Płytowe wymienniki ciepła
               
               
                  Płytowe wymienniki ciepła umożliwiają odzyskiwanie większych ilości ciepła z cieczy przepływającej przez obszar strącania w porównaniu z innymi technikami, takimi jak instalacje zawiesinowe do chłodzenia
               
               
                  Ma zastosowanie, jeżeli istnieje możliwość ponownego wykorzystania w procesie energii z cieczy chłodzącej oraz jeżeli równowaga kondensatu i warunki cieczy na to pozwalają.
               
            
                  b
               
               
                  Obrotowe kalcynatory złóż fluidalnych
               
               
                  Obrotowe kalcynatory złóż fluidalnych charakteryzują się znacznie wyższą efektywnością energetyczną niż piece obrotowe, ponieważ z tlenku glinu i gazów spalinowych odzyskuje się większe ilości ciepła
               
               
                  Ma zastosowanie wyłącznie do tlenku glinu stosowanego w produkcji aluminium. Nie dotyczy tlenku glinu do zastosowań specjalnych/stosowanego w produkcji aluminium, ponieważ wymaga on wyższego poziomu kalcynacji, którą obecnie można osiągnąć wyłącznie dzięki piecom obrotowym.
               
            
                  c
               
               
                  Jednostrumieniowy układ do roztwarzania
               
               
                  Zawiesinę ogrzewa się w jednym obwodzie bez użycia pary świeżej, a zatem bez rozcieńczania zawiesiny (w przeciwieństwie do dwustrumieniowego układu do roztwarzania)
               
               
                  Ma zastosowanie wyłącznie do nowych zespołów urządzeń.
               
            
                  d
               
               
                  Wybór boksytu
               
               
                  Boksyt o wyższej zawartości wilgoci przenosi więcej wody do procesu, co zwiększa ilość energii potrzebnej do odparowania. Ponadto boksyty o wysokiej zawartości monohydratu (bemitu lub diasporu) wymagają wyższego ciśnienia i wyższej temperatury w procesie roztwarzania, co prowadzi do wyższego zużycia energii
               
               
                  Zastosowanie z zastrzeżeniem ograniczeń związanych z konkretnym projektem instalacji, ponieważ niektóre instalacje są specjalnie zaprojektowane dla boksytu o określonej jakości, co ogranicza wykorzystanie alternatywnych źródeł boksytu.
               
            1.3.1.2.   Emisje do powietrza
      
      BAT 56.   Aby ograniczyć emisje pyłów i metali z kalcynacji tlenku glinu, w ramach BAT należy stosować filtr workowy lub elektrofiltr.
      1.3.1.3.   Odpady
      
      BAT 57.   Aby ograniczyć ilości odpadów przeznaczonych do składowania oraz aby usprawnić przetwarzanie pozostałości boksytu z produkcji tlenku glinu, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub obie techniki.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Zmniejszenie objętości pozostałości boksytu poprzez zbrylanie w celu zminimalizowania zawartości wilgoci np. za pomocą filtra próżniowego lub wysokociśnieniowego w celu uformowania półsuchego placka
               
            
                  b
               
               
                  Zmniejszenie/zminimalizowanie zasadowości pozostałości boksytu w celu umożliwienia składowania ich na składowisku
               
            1.3.2.   Produkcja anod
      
      1.3.2.1.   Emisje do powietrza
      
      1.3.2.1.1.   Emisje pyłów, WWA i fluorków z wytwórni past
      
      BAT 58.   Aby ograniczyć emisje pyłów do powietrza z wytwórni past (usuwanie pyłu koksowego pochodzącego np. ze składowania i rozdrabniania koksu), w ramach BAT należy stosować filtr workowy.
      Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 7.
      BAT 59.   Aby ograniczyć emisje pyłów i WWA do powietrza z wytwórni past (składowanie gorącej smoły, mieszanie, schładzanie i formowanie past), w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.
      
                   
               
               
                  Technika (40)
                  
               
            
                  a
               
               
                  Płuczka sucha wykorzystująca koks jako adsorbent, z chłodzeniem wstępnym lub bez niego, a następnie filtr workowy
               
            
                  b
               
               
                  Regeneracyjny utleniacz termiczny
               
            
                  c
               
               
                  Katalityczny utleniacz termiczny
               
            Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 7.
      
         Tabela 7
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji pyłów i benzo[a]pirenu (jako wskaźnika WWA) do powietrza z wytwórni past
      
      
                  Parametr
               
               
                  Proces
               
               
                  BAT-AEL (mg/Nm3)
               
            
                  Pył
               
               
                  
                              —
                           
                           
                              Składowanie gorącej smoły, mieszanie, schładzanie i formowanie past
                           
                        
                              —
                           
                           
                              Usuwanie pyłu koksowego pochodzącego np. ze składowania i rozdrabniania koksu
                           
                        
               
                  2–5 (41)
                  
               
            
                  BaP
               
               
                  — Składowanie gorącej smoły, mieszanie, schładzanie i formowanie past
               
               
                  0,001–0,01 (42)
                  
               
            Powiązane monitorowanie określono w BAT 10.
      1.3.2.1.2.   Emisje pyłów, dwutlenku siarki, WWA i fluorków z instalacji do wypalania
      
      BAT 60.   Aby ograniczyć emisje pyłów, dwutlenku siarki, WWA i fluorków do powietrza z instalacji do wypalania znajdującej się w instalacji produkcji anod zintegrowanej z piecem do wytapiania aluminium pierwotnego, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.
      
                   
               
               
                  Technika (43)
                  
               
               
                  Zastosowanie
               
            
                  a
               
               
                  Stosowanie surowców i paliw o niewielkiej zawartości siarki
               
               
                  Technika ta ma ogólne zastosowanie do ograniczania emisji SO2.
               
            
                  b
               
               
                  Płuczka sucha wykorzystująca tlenek glinu jako adsorbent, a następnie filtr workowy
               
               
                  Technika ta ma ogólne zastosowanie do ograniczania emisji pyłów, WWA i fluorków
               
            
                  c
               
               
                  Płuczka gazowa mokra
               
               
                  Zastosowanie tej techniki w celu zmniejszenia emisji pyłów, SO2, WWA i fluorków może być ograniczone w następujących przypadkach:
                  
                              —
                           
                           
                              bardzo wysokich natężeń przepływów gazów odlotowych (ze względu na znaczne ilości wytwarzanych odpadów i ścieków),
                           
                        
                              —
                           
                           
                              na suchych obszarach (ze względu na konieczność zapewnienia dużych ilości wody i konieczność oczyszczania ścieków).
                           
                        
            
                  d
               
               
                  Regeneracyjny utleniacz termiczny w połączeniu z systemem redukcji emisji pyłów
               
               
                  Technika ta ma ogólne zastosowanie do ograniczania emisji pyłów i WWA.
               
            Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 8.
      
         Tabela 8
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji pyłów, benzo[a]pirenu (jako wskaźnika WWA) i fluorków do powietrza z instalacji wypalania znajdującej się w instalacji produkcji anod zintegrowanej z piecem do wytapiania aluminium pierwotnego
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT-AEL (mg/Nm3)
               
            
                  Pył
               
               
                  2–5 (44)
                  
               
            
                  BaP
               
               
                  0,001–0,01 (45)
                  
               
            
                  HF
               
               
                  0,3–0,5 (44)
                  
               
            
                  Fluorki ogółem
               
               
                  ≤ 0,8 (45)
                  
               
            Powiązane monitorowanie określono w BAT 10.
      BAT 61.   Aby ograniczyć emisje pyłów, WWA i fluorków do powietrza z instalacji wypalania znajdującej się w samodzielnej instalacji produkcji anod, w ramach BAT należy korzystać z jednostki wstępnej filtracji i regeneracyjnego utleniacza termicznego, a następnie płuczki suchej (np. warstwa wapna).
      Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 9.
      
         Tabela 9
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji pyłów benzo[a]pirenu (jako wskaźnika WWA) i fluorków do powietrza z instalacji wypalania znajdującej się w samodzielnej instalacji produkcji anod
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT-AEL (mg/Nm3)
               
            
                  Pył
               
               
                  2–5 (46)
                  
               
            
                  BaP
               
               
                  0,001–0,01 (47)
                  
               
            
                  HF
               
               
                  ≤ 3 (46)
                  
               
            Powiązane monitorowanie określono w BAT 10.
      1.3.2.2.   Wytwarzanie ścieków
      
      BAT 62.   Aby zapobiec wytwarzaniu ścieków podczas wypalania anod, w ramach BAT należy stosować zamknięty obieg wody.
      
         Zastosowanie
      
      Technika ta ma ogólne zastosowanie do nowych zespołów urządzeń i znaczących modernizacji. Zastosowanie może być ograniczone ze względu na wymogi dotyczące jakości wody lub jakości produktu.
      1.3.2.3.   Odpady
      
      BAT 63.   Aby ograniczyć ilości odpadów przeznaczonych do składowania, w ramach BAT należy dokonać recyklingu pyłu węglowego z filtra koksowego pełniącego rolę środka czyszczącego.
      
         Zastosowanie
      
      Mogą wystąpić pewne ograniczenia zastosowania w zależności od zawartości popiołu w pyle węgielnym.
      1.3.3.   Produkcja aluminium pierwotnego
      
      1.3.3.1.   Emisje do powietrza
      
      BAT 64.   Aby zapobiec emisjom rozproszonym lub zbierać tego rodzaju emisje z ogniw elektrolitycznych podczas produkcji aluminium pierwotnego w technologii Søderberga, w ramach BAT należy stosować kombinację poniższych technik.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Stosowanie pasty o zawartości smoły w wysokości 25–28 % (pasta sucha)
               
            
                  b
               
               
                  Modernizacja konstrukcji kolektora wylotowego, aby umożliwić wprowadzanie materiału wsadowego w zamkniętych punktach i zwiększenie efektywności zbierania gazu odlotowego
               
            
                  c
               
               
                  Punkt wprowadzania tlenku glinu
               
            
                  d
               
               
                  Zwiększona wysokość anody w połączeniu z przetwarzaniem, o którym mowa w BAT 67
               
            
                  e
               
               
                  Zastosowanie górnego okapu anody w przypadku anod o wysokiej gęstości prądu w połączeniu z przetwarzaniem, o którym mowa w BAT 67
               
            
         Opis
      
      BAT 64 lit. c): Punktowe podawanie tlenku glinu pozwala uniknąć regularnego rozbijania skorupy (jak np. podczas ręcznego wprowadzania bocznego lub zasilania przy pomocy pręta), w związku z czym ogranicza się powiązane emisje fluorków i pyłów.
      BAT 64 lit. d): Dzięki zwiększonej wysokości anod można osiągnąć niższe temperatury na górnej części anody, co prowadzi do mniejszych emisji do powietrza.
      Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 12.
      BAT 65.   Aby zapobiec emisjom rozproszonym lub zbierać tego rodzaju emisje z ogniw elektrolitycznych podczas produkcji aluminium pierwotnego przy użyciu wstępnie wypalonych anod, w ramach BAT należy stosować kombinację poniższych technik.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Automatyczne wielopunktowe podawanie tlenku glinu
               
            
                  b
               
               
                  Całkowite osłonięcie komory okapem i odpowiednie poziomy ekstrakcji gazów odlotowych (prowadzące do oczyszczenia gazów odlotowych, o którym mowa w BAT 67), z uwzględnieniem wytwarzania fluorków z kąpieli i zużycia anod węglowych
               
            
                  c
               
               
                  Wspomagający system odciągowy połączony z technikami redukcji emisji wymienionymi w BAT 67
               
            
                  d
               
               
                  Zminimalizowanie czasu potrzebnego do zmiany anod i przeprowadzenia innych działań wymagających usunięcia okapów znad komór
               
            
                  e
               
               
                  Skuteczny system kontroli procesu pozwalający uniknąć odchyleń procesowych, które w przeciwnym razie mogą prowadzić do zwiększonej ewolucji komór i emisji
               
            
                  f
               
               
                  Wykorzystanie zaprogramowanego systemu do eksploatacji i konserwacji komór
               
            
                  g
               
               
                  Stosowanie ustalonych skutecznych metod oczyszczania w hucie w celu odzyskania fluorków i węgla
               
            
                  h
               
               
                  Składowanie usuniętych anod w pomieszczeniu obok komory powiązane z oczyszczaniem, o którym mowa w BAT 67, lub składowanie resztek w zamkniętych pudłach
               
            
         Zastosowanie
      
      BAT 65 lit. c) i h) nie mają zastosowania do istniejących zespołów urządzeń.
      Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 12.
      1.3.3.1.1.   Zorganizowane emisje pyłów i fluorków
      
      BAT 66.   Aby ograniczyć emisje pyłów ze składowania, obróbki oraz transportu surowców, w ramach BAT należy stosować filtr workowy.
      Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 10.
      
         Tabela 10
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji pyłów ze składowania, obróbki oraz transportu surowców
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT-AEL (mg/Nm3) (48)
                  
               
            
                  Pył
               
               
                  ≤ 5–10
               
            Powiązane monitorowanie określono BAT 10.
      BAT 67.   Aby ograniczyć emisje pyłów, metali i fluorków do powietrza z ogniw elektrolitycznych, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik.
      
                   
               
               
                  Technika (49)
                  
               
               
                  Zastosowanie
               
            
                  a
               
               
                  Płuczka sucha wykorzystująca tlenek glinu jako adsorbent, a następnie filtr workowy
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  b
               
               
                  Płuczka sucha wykorzystująca tlenek glinu jako adsorbent, a następnie filtr workowy i płuczka gazowa mokra
               
               
                  Zastosowanie tej techniki może być ograniczone w następujących przypadkach:
                  
                              —
                           
                           
                              bardzo wysokich natężeń przepływów gazów odlotowych (ze względu na znaczne ilości wytwarzanych odpadów i ścieków),
                           
                        
                              —
                           
                           
                              na suchych obszarach (ze względu na konieczność zapewnienia dużych ilości wody i konieczność oczyszczania ścieków),
                           
                        
            Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 11 i tabela 12.
      
         Tabela 11
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji pyłów i fluorków do powietrza z ogniw elektrolitycznych
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT-AEL (mg/Nm3)
               
            
                  Pył
               
               
                  2–5 (50)
                  
               
            
                  HF
               
               
                  ≤ 1,0 (50)
                  
               
            
                  Fluorki ogółem
               
               
                  ≤ 1,5 (51)
                  
               
            Powiązane monitorowanie określono w BAT 10.
      1.3.3.1.2.   Całkowity poziom emisji pyłów i fluorków
      
      Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do całkowitych poziomów emisji pyłów i fluorków do powietrza z pomieszczeń do elektrolizy (zebrane z ogniw elektrolitycznych i wywietrzników dachowych): zob. tabela 12.
      
         Tabela 12
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do całkowitych poziomów emisji pyłów i fluorków do powietrza z pomieszczeń do elektrolizy (zebrane z ogniw elektrolitycznych i wywietrzników dachowych)
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT
               
               
                  BAT-AEL w odniesieniu do istniejących zespołów urządzeń (kg/t Al) (52)
                      (53)
                  
               
               
                  BAT-AEL w odniesieniu do nowych zespołów urządzeń (kg/t Al) (52)
                  
               
            
                  Pył
               
               
                  Kombinacja BAT 64, BAT 65 i BAT 67
               
               
                  ≤ 1,2
               
               
                  ≤ 0,6
               
            
                  Fluorki ogółem
               
               
                  ≤ 0,6
               
               
                  ≤ 0,35
               
            Powiązane monitorowanie określono w BAT 10.
      BAT 68.   Aby zapobiec emisjom pyłów i metali do powietrza z topienia i przetwarzania roztopionego metalu oraz odlewania podczas produkcji aluminium pierwotnego lub aby ograniczyć te emisje, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub obie te techniki.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Stosowanie ciekłego metalu z elektrolizy i niezanieczyszczonego materiału aluminiowego, tj. materiału stałego pozbawionego substancji takich jak farba, tworzywo sztuczne lub olej (np. górna i dolna część polana, która została wycięta ze względów jakościowych)
               
            
                  b
               
               
                  Filtr workowy (54)
                  
               
            Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 13.
      
         Tabela 13
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji pyłów do powietrza z procesu topienia i przetwarzania roztopionego metalu oraz odlewania podczas produkcji aluminium pierwotnego
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT-AEL (mg/Nm3) (55)
                      (56)
                  
               
            
                  Pył
               
               
                  2–25
               
            Powiązane monitorowanie określono w BAT 10.
      1.3.3.1.3.   Emisje dwutlenku siarki
      
      BAT 69.   Aby ograniczyć emisje do powietrza z ogniw elektrolitycznych, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub obie te techniki.
      
                   
               
               
                  Technika
               
               
                  Zastosowanie
               
            
                  a
               
               
                  Stosowanie anod o niskiej zawartości siarki
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  b
               
               
                  Płuczka gazowa mokra (57)
                  
               
               
                  Zastosowanie tej techniki może być ograniczone w następujących przypadkach:
                  
                              —
                           
                           
                              bardzo wysokich natężeń przepływów gazów odlotowych (ze względu na znaczne ilości wytwarzanych odpadów i ścieków),
                           
                        
                              —
                           
                           
                              na suchych obszarach (ze względu na konieczność zapewnienia dużych ilości wody i konieczność oczyszczania ścieków).
                           
                        
            
         Opis
      
      BAT 69 lit. a): Anody o zawartości siarki mniejszej niż 1,5 % w skali rocznej można wyprodukować poprzez zastosowanie odpowiedniej kombinacji wykorzystywanych surowców. Wymagana jest zawartość siarki wynosząca co najmniej 0,9 % jako średnia roczna w celu zapewnienia wykonalności procesu elektrolizy.
      Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 14.
      
         Tabela 14
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji SO2 do powietrza z ogniw elektrolitycznych
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT-AEL (kg/t Al) (58)
                      (59)
                  
               
            
                  SO2
                  
               
               
                  ≤ 2,5–15
               
            Powiązane monitorowanie określono BAT 10.
      1.3.3.1.4.   Emisje perfluorowęglowodoru
      
      BAT 70.   Aby ograniczyć emisje perfluorowęglowodoru do powietrza z produkcji aluminium pierwotnego, w ramach BAT należy stosować wszystkie poniższe techniki.
      
                   
               
               
                  Technika
               
               
                  Zastosowanie
               
            
                  a
               
               
                  Automatyczne wielopunktowe podawanie tlenku glinu
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  b
               
               
                  Sterowanie komputerowe procesem elektrolizy na podstawie aktywnych bazy danych dotyczących komór oraz monitorowania parametrów działania komór
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  c
               
               
                  Automatyczne tłumienie efektu anodowego
               
               
                  Nie ma zastosowania do komór Søderberga, ponieważ konstrukcja anody (tylko jedna część) nie pozwala na przepływ kąpieli związany z tą techniką.
               
            
         Opis
      
      BAT 70 lit. c): Efekt anodowy ma miejsce, gdy zawartość tlenku glinu w elektrolicie spada poniżej 1–2 %. W trakcie efektów anodowych zamiast rozkładu tlenku glinu kąpiel kryolitu rozkłada się na jony metalu i fluorku, tworzące następnie perfluorowęglowodory gazowe, które wchodzą w reakcję z anodą węglową.
      1.3.3.1.5.   Emisje WWA i CO
      
      BAT 71.   Aby ograniczyć emisje CO i WWA do powietrza z produkcji aluminium pierwotnego przy użyciu technologii Søderberga, w ramach BAT należy spalić CO i WWA w gazach wylotowych z komory.
      1.3.3.2.   Wytwarzanie ścieków
      
      BAT 72.   Aby zapobiec wytwarzaniu ścieków, w ramach BAT należy ponownie wykorzystać wodę chłodzącą i oczyszczone ścieki, w tym wody opadowe, lub dokonać ich recyklingu w ramach procesu.
      
         Zastosowanie
      
      Technika ta ma ogólne zastosowanie do nowych zespołów urządzeń i znaczących modernizacji. Zastosowanie może być ograniczone ze względu na wymogi dotyczące jakości wody lub jakości produktu. Ilość wody chłodzącej, oczyszczonych ścieków i wód opadowych ponownie wykorzystywanych lub poddawanych recyklingowi nie może być wyższa niż ilość wody potrzebnej do procesu.
      1.3.3.3.   Odpady
      
      BAT 73.   Aby ograniczyć składowanie zużytego wyłożenia kotła, w ramach BAT należy zorganizować operacje na miejscu w celu ułatwienia jego recyklingu zewnętrznego np. przy produkcji cementu w ramach procesu odzyskiwania żużli solnych, jako karburyzator w przemyśle stalowym lub żelazostopów lub jako surowiec wtórny (np. wełna skalna), w zależności od wymogów konsumenta końcowego.
      1.3.4.   Produkcja aluminium wtórnego
      
      1.3.4.1.   Materiały wtórne
      
      BAT 74.   Aby poprawić wyniki w zakresie surowców, w ramach BAT należy separować składniki niemetaliczne i metale inne niż aluminium, stosując jedną z poniższych technik lub ich kombinację, w zależności od składników przetwarzanych materiałów.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Magnetyczna separacja metali żelaznych
               
            
                  b
               
               
                  Wiroprądowa separacja (przy wykorzystaniu ruchomych pól elektromagnetycznych) aluminium od pozostałych składników
               
            
                  c
               
               
                  Separacja za pomocą gęstości względnej (przy wykorzystaniu płynu o innej gęstości) różnych składników metalicznych i niemetalicznych
               
            1.3.4.2.   Energia
      
      BAT 75.   Aby zapewnić efektywne zużycie energii, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.
      
                   
               
               
                  Technika
               
               
                  Zastosowanie
               
            
                  a
               
               
                  Podgrzanie wsadu do pieca za pomocą gazu wylotowego
               
               
                  Dotyczy wyłącznie pieców nieobrotowych
               
            
                  b
               
               
                  Recyrkulacja gazów z niespalonych węglowodorów z powrotem do systemu spalania
               
               
                  Dotyczy wyłącznie pieców płomiennych i suszarek
               
            
                  c
               
               
                  Dostarczenie metalu ciekłego do bezpośredniego formowania
               
               
                  Zastosowanie jest ograniczone ze względu na czas niezbędny na transport (maksymalnie 4–5 godzin).
               
            1.3.4.3.   Emisje do powietrza
      
      BAT 76.   Aby zapobiec emisjom do powietrza lub je ograniczyć, w ramach BAT należy usunąć olej i związki organiczne z wiórów przed etapem wytapiania za pomocą odwirowania lub suszenia (60).
      
         Zastosowanie
      
      Odwirowanie ma zastosowanie wyłącznie do wiórów wysoce zanieczyszczonych olejem, gdy odbywa się przed suszeniem. Usunięcie oleju i związków organicznych może nie być konieczne, jeżeli konstrukcja pieca i systemu redukcji emisji pozwala na obróbkę materiału organicznego.
      1.3.4.3.1.   Emisje rozproszone
      
      BAT 77.   Aby zapobiec emisjom rozproszonym z obróbki wstępnej złomu lub aby je ograniczyć, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub obie te techniki.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Przenośnik zamknięty lub pneumatyczny z systemem wyciągu powietrza
               
            
                  b
               
               
                  Obudowy lub okapy punktów ładowania i odprowadzania z systemem wyciągu powietrza
               
            BAT 78.   Aby zapobiec emisjom rozproszonym z ładowania i odprowadzania/spuszczania z pieców do topienia lub aby je ograniczyć, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.
      
                   
               
               
                  Technika
               
               
                  Zastosowanie
               
            
                  a
               
               
                  Umieszczenie okapu nad oknem wsadowym i otworem spustowym z systemem wydobycia gazów odlotowych połączonym z systemem filtracji
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  b
               
               
                  Okap odciągowy obejmujący strefę ładowania i spuszczania
               
               
                  Dotyczy wyłącznie stacjonarnych pieców bębnowych
               
            
                  c
               
               
                  Uszczelnione okno wsadowe (61)
                  
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  d
               
               
                  Uszczelniony wózek załadunkowy
               
               
                  Dotyczy wyłącznie pieców nieobrotowych
               
            
                  e
               
               
                  Wspomagający system odciągowy, który można modyfikować zgodnie z wymaganym procesem (61)
                  
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
         Opis
      
      BAT 78 lit. a) i b): Dotyczy stosowania osłony z ekstrakcją w celu zbierania gazów odlotowych z procesu i ich obróbki.
      BAT 78 lit. d): Kubeł wyciągu pochyłego szczelnie przylega do otwartego okna wsadowego podczas zrzutu złomu i zapewnia szczelność pieca w trakcie tego etapu.
      BAT 79.   Aby ograniczyć emisje z oczyszczania zgarów/kożuchów żużlowych, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Schładzanie zgarów/kożuchów żużlowych, jak tylko zostaną zebrane z pieca, w szczelnie zamkniętych pojemnikach w atmosferze gazu obojętnego
               
            
                  b
               
               
                  Zapobieganie zamoczeniu zgarów/kożuchów żużlowych
               
            
                  c
               
               
                  Koncentracja zgarów/kożuchów żużlowych przy użyciu systemu wyciągu powietrza i systemu redukcji emisji pyłów
               
            1.3.4.3.2.   Zorganizowane emisje pyłów
      
      BAT 80.   Aby ograniczyć emisje pyłów i metali z suszenia wiórów i usuwania oleju i związków organicznych z wiórów, kruszenia, mielenia i separacji na sucho składników niemetalicznych i metali innych niż aluminium oraz emisje ze składowania, obróbki i transportu podczas produkcji aluminium wtórnego, w ramach BAT należy stosować filtr workowy.
      Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 15.
      
         Tabela 15
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji pyłów do powietrza z suszenia wiórów i usuwania olejów i związków organicznych z wiórów, kruszenia, mielenia i separacji na sucho składników niemetalicznych i metali innych niż aluminium oraz ze składowania, obróbki i transportu podczas produkcji aluminium wtórnego
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT-AEL (mg/Nm3) (62)
                  
               
            
                  Pył
               
               
                  ≤ 5
               
            Powiązane monitorowanie określono w BAT 10.
      BAT 81.   Aby ograniczyć emisje pyłów i metali do powietrza z procesów zachodzących w piecach, takich jak ładowanie, topienie, spuszczanie i przetwarzanie roztopionego metalu podczas produkcji aluminium wtórnego, w ramach BAT należy stosować filtr workowy.
      Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 16.
      
         Tabela 16
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji pyłów do powietrza z procesów zachodzących w piecach, takich jak ładowanie, topienie, spuszczanie i przetwarzanie roztopionego metalu podczas produkcji aluminium wtórnego
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT-AEL (mg/Nm3) (63)
                  
               
            
                  Pył
               
               
                  2–5
               
            Powiązane monitorowanie określono BAT 10.
      BAT 82.   Aby ograniczyć emisje pyłów i metali do powietrza z przetapiania podczas produkcji aluminium wtórnego, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Stosowanie niezanieczyszczonego materiału aluminiowego tj. materiału stałego pozbawionego substancji takich jak farba, tworzywo sztuczne lub olej (np. polana)
               
            
                  b
               
               
                  Optymalizacja warunków spalania w celu ograniczenia emisji pyłów
               
            
                  c
               
               
                  Filtr workowy
               
            Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 17.
      
         Tabela 17
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do pyłów z przetapiania podczas produkcji aluminium wtórnego
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT-AEL (mg/Nm3) (64)
                      (65)
                  
               
            
                  Pył
               
               
                  2–5
               
            Powiązane monitorowanie określono w BAT 10.
      1.3.4.3.3.   Emisje związków organicznych
      
      BAT 83.   Aby ograniczyć emisje związków organicznych i PCDD/F do powietrza z obróbki cieplnej zanieczyszczonych surowców wtórnych (np. wiórów) i z pieca do topienia, w ramach BAT należy stosować filtr workowy w połączeniu z co najmniej jedną z poniższych technik.
      
                   
               
               
                  Technika (66)
                  
               
            
                  a
               
               
                  Wybór i dostarczenie surowców zgodnie z rodzajem pieca i stosowanymi technikami redukcji emisji
               
            
                  b
               
               
                  System z wewnętrznym palnikiem dla pieców do topienia
               
            
                  c
               
               
                  Dopalacz
               
            
                  d
               
               
                  Szybkie chłodzenie
               
            
                  e
               
               
                  Wprowadzanie węgla aktywnego
               
            Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 18.
      
         Tabela 18
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji całkowitych LZO i PCDD/F do powietrza z obróbki cieplnej zanieczyszczonych surowców wtórnych (np. wiórów) i z pieca do topienia
      
      
                  Parametr
               
               
                  Jednostka
               
               
                  BAT-AEL
               
            
                  Całkowite LZO
               
               
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  ≤ 10–30 (67)
                  
               
            
                  PCDD/F
               
               
                  ng I-TEQ/Nm3
                  
               
               
                  ≤ 0,1 (68)
                  
               
            Powiązane monitorowanie określono w BAT 10.
      1.3.4.3.4.   Emisje kwasów
      
      BAT 84.   Aby ograniczyć emisje HCl, Cl2 i HF do powietrza z obróbki cieplnej zanieczyszczonych surowców wtórnych (np. wiórów), z pieca do topienia oraz z przetapiania i przetwarzania roztopionego metalu, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.
      
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Wybór i dostarczenie surowców zgodnie z rodzajem pieca i stosowanymi technikami redukcji emisji (69)
                  
               
            
                  b
               
               
                  Wprowadzenie Ca(OH)2 lub wodorowęglanu sodu w połączeniu z filtrem workowym (69)
                  
               
            
                  c
               
               
                  Sterowanie procesem rafinacji przez dostosowanie ilości gazu rafinowanego wykorzystywanego do usunięcia zanieczyszczeń występujących w roztopionych metalach
               
            
                  d
               
               
                  Stosowanie rozcieńczonego chloru z gazem obojętnym w ramach procesu rafinacji
               
            
         Opis
      
      BAT 84 lit. d): Wykorzystanie rozcieńczonego chloru z gazem obojętnym zamiast tylko czystego chloru w celu ograniczenia emisji chloru. Rafinację można także przeprowadzić, wykorzystując jedynie gaz obojętny.
      Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 19.
      
         Tabela 19
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji HCl, Cl2 i HF do powietrza z obróbki cieplnej zanieczyszczonych surowców wtórnych (np. wiórów), z pieca do topienia oraz z przetapiania i przetwarzania roztopionego metalu
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT-AEL (mg/Nm3)
               
            
                  HCl
               
               
                  ≤ 5–10 (70)
                  
               
            
                  Cl2
                  
               
               
                  ≤ 1 (71)
                      (72)
                  
               
            
                  HF
               
               
                  ≤ 1 (73)
                  
               
            Powiązane monitorowanie określono w BAT 10.
      1.3.4.4.   Odpady
      
      BAT 85.   Aby ograniczyć ilości przeznaczonych do składowania odpadów z produkcji aluminium wtórnego, w ramach BAT należy zorganizować operacje na miejscu w celu ułatwienia ponownego użycia pozostałości lub, w przypadku braku takiej możliwości, przeprowadzenia recyklingu pozostałości, w tym przez zastosowanie jednej z poniższych technik lub ich kombinacji.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Ponowne wykorzystanie zebranych pyłów w procesie w przypadku pieca do topienia wykorzystującego pokrywę solną lub w procesie odzyskiwania żużli solnych
               
            
                  b
               
               
                  Pełny recykling żużli solnych
               
            
                  c
               
               
                  Stosowanie oczyszczania zgarów/kożuchów żużlowych w celu odzyskania aluminium w przypadku pieców, które nie korzystają z pokrywy solnej
               
            BAT 86.   Aby ograniczyć ilości żużli solnych wytwarzanych z produkcji aluminium wtórnego, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.
      
                   
               
               
                  Technika
               
               
                  Zastosowanie
               
            
                  a
               
               
                  Podniesienie jakości wykorzystywanych surowców przez oddzielenie składników niemetalicznych i metali innych niż aluminium od złomu, w przypadku gdy aluminium jest wymieszane z innymi składnikami
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  b
               
               
                  Usunięcie oleju i składników organicznych z zanieczyszczonych wiórów przed topieniem.
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  c
               
               
                  Pompowanie lub mieszanie metali
               
               
                  Nie ma zastosowania do pieców obrotowych.
               
            
                  d
               
               
                  Przechylanie pieca obrotowego
               
               
                  Mogą wystąpić pewne ograniczenia dotyczące wykorzystania tego rodzaju pieca, ze względu na wielkość materiałów wsadowych.
               
            1.3.5.   Proces recyklingu żużli solnych
      
      1.3.5.1.   Emisje rozproszone
      
      BAT 87.   Aby zapobiec emisjom rozproszonym z procesu recyklingu żużli solnych lub aby je ograniczyć, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub obie te techniki.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Zamknięcie sprzętu za pomocą wyciągu gazów połączonego z systemem filtracji
               
            
                  b
               
               
                  Okap z wyciągiem gazów połączony z systemem filtracji
               
            1.3.5.2.   Zorganizowane emisje pyłów
      
      BAT 88.   Aby ograniczyć emisje pyłów i metali do powietrza z kruszenia i mielenia na sucho związanego z procesem odzyskiwania żużli solnych, w ramach BAT należy stosować filtr workowy.
      Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 20.
      
         Tabela 20
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji pyłów do powietrza z kruszenia i mielenia na sucho związanego z procesem odzyskiwania żużli solnych
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT-AEL (mg/Nm3) (74)
                  
               
            
                  Pył
               
               
                  2–5
               
            Powiązane monitorowanie określono w BAT 10.
      1.3.5.3.   Związki gazowe
      
      BAT 89.   Aby ograniczyć emisje gazowe do powietrza z procesu mielenia na mokro i ługowania z procesu odzyskiwania żużli solnych, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.
      
                   
               
               
                  Technika (75)
                  
               
            
                  a
               
               
                  Wprowadzanie węgla aktywnego
               
            
                  b
               
               
                  Dopalacz
               
            
                  c
               
               
                  Płuczka gazowa mokra z roztworem H2SO4
                  
               
            Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 21.
      
         Tabela 21
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji gazowych do powietrza z procesu mielenia na mokro i ługowania z procesu odzyskiwania żużli solnych
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT-AEL (mg/Nm3) (76)
                  
               
            
                  NH3
                  
               
               
                  ≤ 10
               
            
                  PH3
                  
               
               
                  ≤ 0,5
               
            
                  H2S
               
               
                  ≤ 2
               
            Powiązane monitorowanie określono w BAT 10.
      1.4.   KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT W ODNIESIENIU DO PRODUKCJI OŁOWIU LUB CYNY
      1.4.1.   Emisje do powietrza
      
      1.4.1.1.   Emisje rozproszone
      
      BAT 90.   Aby zapobiec emisjom rozproszonym z przygotowywania (tj. odmierzania, łączenia, mieszania, kruszenia, cięcia i przesiewania) materiałów pierwotnych i wtórnych (z wyłączeniem baterii), w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.
      
                   
               
               
                  Technika
               
               
                  Zastosowanie
               
            
                  a
               
               
                  Zamknięty przenośnik lub system transportu pneumatycznego w odniesieniu do materiałów pylących
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  b
               
               
                  Zamykane urządzenia. W przypadku stosowania materiałów pylących emisje są zbierane, a następnie przesyłane do systemu redukcji emisji.
               
               
                  Ma zastosowanie wyłącznie do przygotowanych mieszanek wsadowych posiadających pojemnik dozujący lub system nasypowo-dozujący.
               
            
                  c
               
               
                  Mieszanie surowców prowadzone w zamkniętym budynku
               
               
                  Dotyczy wyłącznie materiałów pylących. W przypadku istniejących zespołów urządzeń zastosowanie tej techniki może być trudne ze względu na wymaganą powierzchnię.
               
            
                  d
               
               
                  Wykorzystywanie systemów ograniczania zapylenia, takich jak natryski wodne
               
               
                  Technika ta ma zastosowanie wyłącznie do działań w zakresie mieszania prowadzonych na zewnątrz.
               
            
                  e
               
               
                  Granulowanie surowców
               
               
                  Ma zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy w ramach procesu i w przypadku danego pieca można użyć surowców granulowanych.
               
            BAT 91.   Aby zapobiec emisjom rozproszonym z obróbki wstępnej materiałów (takiej jak suszenie, demontowanie, spiekanie, brykietowanie, granulowanie oraz kruszenie, przesiewanie i klasyfikacja baterii) podczas produkcji ołowiu pierwotnego i wtórnego lub cyny pierwotnej i wtórnej lub aby ograniczyć te emisje, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub obie te techniki.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Zamknięty przenośnik lub system transportu pneumatycznego w odniesieniu do materiałów pylących
               
            
                  b
               
               
                  Zamykane urządzenia. W przypadku stosowania materiałów pylących emisje są zbierane, a następnie przesyłane do systemu redukcji emisji.
               
            BAT 92.   Aby zapobiec emisjom rozproszonym z ładowania, wytapiania i spuszczania podczas produkcji ołowiu lub cyny oraz z operacji wstępnego oczyszczania z miedzi podczas produkcji ołowiu pierwotnego, w ramach BAT należy stosować odpowiednią kombinację technik podanych poniżej.
      
                   
               
               
                  Technika
               
               
                  Zastosowanie
               
            
                  a
               
               
                  Obudowany system załadunkowy z systemem wyciągu powietrza
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  b
               
               
                  Uszczelnione lub zamknięte piece z uszczelnionymi drzwiami (77) do przeprowadzania procesów z nieciągłym wsadem i uzyskiem
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  c
               
               
                  Utrzymywanie podciśnienia i wystarczającego poziomu wyciągu gazów w kanałach piecowych i gazowych w celu zapobiegania zwiększeniu ciśnienia
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  d
               
               
                  Umieszczenie okapu odciągowego/obudowy w punktach ładowania i spuszczania
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  e
               
               
                  Budynek zamknięty
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  f
               
               
                  Całkowite osłonięcie okapem z systemem wyciągu powietrza
               
               
                  W przypadku istniejących zespołów urządzeń lub znaczących modernizacji tych zespołów zastosowanie tej techniki może być trudne ze względu na wymagania dotyczące przestrzeni.
               
            
                  g
               
               
                  Utrzymanie szczelności pieca
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  h
               
               
                  Utrzymywanie temperatury w piecu na najniższym wymaganym poziomie
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  i
               
               
                  Stosowanie okapu w punkcie spuszczania, kadzi i obszaru usuwania kożuchów żużlowych z wykorzystaniem systemu wyciągu powietrza
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  j
               
               
                  Obróbka wstępna surowców pylących, np. granulowanie
               
               
                  Ma zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy w ramach procesu i w przypadku danego pieca można użyć surowców granulowanych.
               
            
                  k
               
               
                  Stosowanie obudowy typu „dog house” dla kadzi podczas spuszczania
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  l
               
               
                  System wyciągu powietrza na obszarze ładowania i spuszczania połączony z systemem filtracji
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            BAT 93.   Aby zapobiec emisjom rozproszonym z przetapiania, rafinacji i odlewania podczas produkcji ołowiu pierwotnego i wtórnego lub cyny pierwotnej i wtórnej, w ramach BAT należy stosować kombinację poniższych technik.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Wykorzystanie okapu nad piecem tyglowym lub kotłem z systemem wyciągu powietrza
               
            
                  b
               
               
                  Stosowanie pokryw w celu zamknięcia kotła podczas reakcji rafinacji i dodawania substancji chemicznych
               
            
                  c
               
               
                  Stosowanie okapów z systemem wyciągu powietrza na rynnach spustowych i punktach spustu
               
            
                  d
               
               
                  Kontrolowanie temperatury topnienia
               
            
                  e
               
               
                  Stosowanie zamkniętych przewałów mechanicznych do usuwania pylących kożuchów żużlowych/pozostałości
               
            1.4.1.2.   Zorganizowane emisje pyłów
      
      BAT 94.   Aby ograniczyć emisje pyłów i metali do powietrza z procesów przygotowywania surowców (takich jak przyjmowanie, obróbka, składowanie, odmierzanie, łączenie, mieszanie, suszenie, kruszenie, cięcie i przesiewanie) w trakcie produkcji ołowiu pierwotnego i wtórnego lub cyny pierwotnej i wtórnej, w ramach BAT należy stosować filtr workowy.
      Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 22.
      
         Tabela 22
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji pyłów do powietrza z przygotowywania surowców w ramach produkcji ołowiu pierwotnego i wtórnego lub cyny pierwotnej i wtórnej
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT-AEL (mg/Nm3) (78)
                  
               
            
                  Pył
               
               
                  ≤ 5
               
            Powiązane monitorowanie określono w BAT 10.
      BAT 95.   Aby ograniczyć emisje pyłów i metali do powietrza z procesów przygotowywania baterii (kruszenie, przesiewanie i klasyfikacja), w ramach BAT należy stosować filtr workowy lub płuczkę gazową mokrą.
      Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 23.
      
         Tabela 23
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji pyłów do powietrza podczas przygotowywania baterii (kruszenie, przesiewanie i klasyfikacja)
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT-AEL (mg/Nm3) (79)
                  
               
            
                  Pył
               
               
                  ≤ 5
               
            Powiązane monitorowanie określono w BAT 10.
      BAT 96.   Aby ograniczyć emisje pyłów i metali do powietrza (emisje inne niż te kierowane do instalacji kwasu siarkowego lub ciekłego SO2) z procesu ładowania, wytapiania i spuszczania podczas produkcji ołowiu pierwotnego i wtórnego lub cyny pierwotnej i wtórnej, w ramach BAT należy stosować filtr workowy.
      Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 24.
      
         Tabela 24
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji pyłów i ołowiu do powietrza (emisje inne niż te kierowane do instalacji kwasu siarkowego lub ciekłego SO2) podczas ładowania, wytapiania lub spuszczania w ramach produkcji ołowiu pierwotnego i wtórnego lub cyny pierwotnej i wtórnej
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT-AEL (mg/Nm3)
               
            
                  Pył
               
               
                  2–4 (80)
                      (81)
                  
               
            
                  Pb
               
               
                  ≤ 1 (82)
                  
               
            Powiązane monitorowanie określono BAT 10.
      BAT 97.   Aby ograniczyć emisje pyłów i metali do powietrza z procesów przetapiania, rafinacji i odlewania podczas produkcji ołowiu pierwotnego i wtórnego lub cyny pierwotnej i wtórnej, w ramach BAT należy stosować poniższe techniki.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  W przypadku procesów pirometalurgicznych: utrzymanie temperatury kąpieli topnienia na możliwie najniższym poziomie zgodnie z etapem procesu w połączeniu z filtrem workowym
               
            
                  b
               
               
                  W przypadku procesów hydrometalurgicznych: stosowanie płuczki gazowej mokrej
               
            Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 25.
      
         Tabela 25
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji pyłów i ołowiu do powietrza z przetapiania, rafinacji i odlewania w ramach produkcji ołowiu pierwotnego i wtórnego lub cyny pierwotnej i wtórnej
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT-AEL (mg/Nm3)
               
            
                  Pył
               
               
                  2–4 (83)
                      (84)
                  
               
            
                  Pb
               
               
                  ≤ 1 (85)
                  
               
            Powiązane monitorowanie określono BAT 10.
      1.4.1.3.   Emisje związków organicznych
      
      BAT 98.   Aby ograniczyć emisje związków organicznych do powietrza z procesu suszenia i wytapiania surowców podczas produkcji ołowiu wtórnego lub cyny wtórnej, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.
      
                   
               
               
                  Technika (86)
                  
               
               
                  Zastosowanie
               
            
                  a
               
               
                  Wybór i dostarczenie surowców zgodnie z rodzajem pieca i stosowanymi technikami redukcji emisji
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  b
               
               
                  Optymalizacja warunków spalania w celu ograniczenia emisji związków organicznych
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  c
               
               
                  Dopalacz lub regeneracyjny utleniacz termiczny
               
               
                  Możliwość zastosowania jest ograniczona ze względu na zawartość energii w gazach odlotowych, które należy oczyścić, ponieważ gazy odlotowe o niższej zawartości energii prowadzą do większego zużycia paliwa.
               
            Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 26.
      
         Tabela 26
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji całkowitych LZO do powietrza z procesu suszenia surowców i wytapiania podczas produkcji ołowiu wtórnego lub cyny wtórnej
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT-AEL (mg/Nm3) (87)
                  
               
            
                  Całkowite LZO
               
               
                  10–40
               
            Powiązane monitorowanie określono w BAT 10.
      BAT 99.   Aby ograniczyć emisje PCDD/F do powietrza z procesu wytapiania ołowiu wtórnego lub cyny wtórnej, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.
      
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Wybór i dostarczenie surowców zgodnie z rodzajem pieca i stosowanymi technikami redukcji emisji (88)
                  
               
            
                  b
               
               
                  Korzystanie z systemów ładowania pieca częściowo zamkniętego w celu dodania niewielkich ilości surowca (88)
                  
               
            
                  c
               
               
                  System z wewnętrznym palnikiem (88) dla pieców do topienia
               
            
                  d
               
               
                  Dopalacz lub regeneracyjny utleniacz termiczny (88)
                  
               
            
                  e
               
               
                  Unikanie układów wydechowych o wysokiej emisji pyłów w temperaturze > 250 °C (88)
                  
               
            
                  f
               
               
                  Szybkie chłodzenie (88)
                  
               
            
                  g
               
               
                  Wprowadzenie czynnika absorbującego w połączeniu z efektywnym systemem zbierania pyłów (88)
                  
               
            
                  h
               
               
                  Stosowanie efektywnego systemu zbierania pyłów
               
            
                  i
               
               
                  Zastosowanie zastrzyku tlenu w górnej strefie pieca
               
            
                  j
               
               
                  Optymalizacja warunków spalania w celu ograniczenia emisji związków organicznych (88)
                  
               
            Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 27.
      
         Tabela 27
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji PCDD/F do powietrza z procesu wytapiania ołowiu wtórnego lub cyny wtórnej
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT-AEL (ng I-TEQ/Nm3) (89)
                  
               
            
                  PCDD/F
               
               
                  ≤ 0,1
               
            Powiązane monitorowanie określono w BAT 10.
      1.4.1.4.   Emisje dwutlenku siarki
      
      BAT 100.   Aby zapobiec emisjom SO2 do powietrza (emisje inne niż te kierowane do instalacji kwasu siarkowego lub ciekłego SO2) z procesu ładowania, wytapiania i spuszczania podczas produkcji ołowiu pierwotnego i wtórnego lub cyny pierwotnej i wtórnej lub aby ograniczyć te emisje, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.
      
                   
               
               
                  Technika
               
               
                  Zastosowanie
               
            
                  a
               
               
                  Ługowanie alkaliczne surowców mineralnych, które zawierają siarkę w postaci siarczanów
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  b
               
               
                  Płuczka sucha lub częściowo sucha (90)
                  
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  c
               
               
                  Płuczka gazowa mokra (90)
                  
               
               
                  Zastosowanie tej techniki może być ograniczone w następujących przypadkach:
                  
                              —
                           
                           
                              bardzo wysokich natężeń przepływów gazów odlotowych (ze względu na znaczne ilości wytwarzanych odpadów i ścieków),
                           
                        
                              —
                           
                           
                              na suchych obszarach (ze względu na konieczność zapewnienia dużych ilości wody i konieczność oczyszczania ścieków).
                           
                        
            
                  d
               
               
                  Wiązanie siarki na etapie wytapiania
               
               
                  Technika ta ma zastosowanie wyłącznie do produkcji ołowiu wtórnego.
               
            
         Opis
      
      BAT 100 lit. a): Roztwór alkaliczny soli wykorzystuje się do usunięcia siarczanów z materiałów wtórnych przed etapem wytapiania.
      BAT 100 lit. d): Wiązanie siarki na etapie wytapiania osiąga się poprzez dodanie żelaza i sody (Na2CO3) do pieców do wytapiania, które wchodzą w reakcję z siarką występującą w surowcach i tworzą żużel Na2S-FeS.
      Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 28.
      
         Tabela 28
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji SO2 do powietrza (emisje inne niż te kierowane do instalacji kwasu siarkowego lub ciekłego SO2) podczas ładowania, wytapiania lub spuszczania w ramach produkcji ołowiu pierwotnego i wtórnego lub cyny pierwotnej i wtórnej
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT-AEL (mg/Nm3) (91)
                      (92)
                  
               
            
                  SO2
                  
               
               
                  50–350
               
            Powiązane monitorowanie określono w BAT 10.
      1.4.2.   Ochrona gleby i wód podziemnych
      
      BAT 101.   Aby zapobiec zanieczyszczeniu gleby i wód podziemnych w wyniku składowania baterii, kruszenia, przesiewania i klasyfikacji, w ramach BAT należy korzystać z podłoża odpornego na kwasy i systemu zbierania wycieków kwasów.
      1.4.3.   Wytwarzanie i oczyszczanie ścieków
      
      BAT 102.   Aby zapobiec wytwarzaniu ścieków z procesu ługowania alkalicznego, w ramach BAT należy ponownie wykorzystać wodę z krystalizacji siarczanu sodu w roztworze alkalicznym soli.
      BAT 103.   Aby ograniczyć emisje do wody z przygotowywania baterii, gdy mgła kwasów jest wysyłana do oczyszczalni ścieków, w ramach BAT należy eksploatować odpowiednio zaprojektowaną oczyszczalnię ścieków w celu redukcji zanieczyszczeń zawartych w tym strumieniu.
      1.4.4.   Odpady
      
      BAT 104.   Aby ograniczyć ilości przeznaczonych do składowania odpadów z pierwotnej produkcji ołowiu, w ramach BAT należy zorganizować operacje na miejscu w celu ułatwienia ponownego użycia pozostałości lub, w przypadku braku takiej możliwości, przeprowadzenia recyklingu pozostałości, w tym przez zastosowanie jednej z poniższych technik lub ich kombinacji.
      
                   
               
               
                  Technika
               
               
                  Zastosowanie
               
            
                  a
               
               
                  Ponowne wykorzystanie pyłów z systemu usuwania pyłów w procesie produkcji ołowiu
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  b
               
               
                  Odzyskanie Se i Te z pyłu/osadu uzyskanego w wyniku oczyszczania na mokro lub sucho
               
               
                  Zastosowanie może być ograniczone ze względu na występującą ilość rtęci.
               
            
                  c
               
               
                  Odzyskanie Ag, Au, Bi, Sb i Cu z procesu rafinacji kożuchów żużlowych
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  d
               
               
                  Odzyskanie metali z osadu z oczyszczania ścieków
               
               
                  Bezpośrednie wytapianie osadu z oczyszczalni ścieków może być ograniczone ze względu na występowanie takich pierwiastków jak As, Tl i Cd.
               
            
                  e
               
               
                  Dodanie topników, dzięki którym żużel jest bardziej odpowiedni do zastosowania zewnętrznego
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            BAT 105.   Aby umożliwić odzyskanie polipropylenu i polietylenu znajdującego się w bateriach i akumulatorach ołowiowych, w ramach BAT należy odseparować je od baterii i akumulatorów przed procesem wytapiania
      
         Zastosowanie
      
      Technika ta może nie mieć zastosowania do pieców szybowych ze względu na przepuszczalność gazów dostarczanych przez niezdemontowane (całe) baterie i akumulatory, co jest wymagane w przypadku operacji prowadzonych w piecu.
      BAT 106.   Aby ponownie wykorzystać lub ograniczyć ilości kwasu siarkowego zebranego podczas procesu odzyskiwania baterii i akumulatorów, w ramach BAT należy zorganizować operacje na miejscu w celu ułatwienia ponownego użycia wewnętrznego lub zewnętrznego lub przeprowadzenia recyklingu, w tym poprzez zastosowanie jednej z poniższych technik lub ich kombinacji.
      
                   
               
               
                  Technika
               
               
                  Zastosowanie
               
            
                  a
               
               
                  Ponowne wykorzystanie jako środek wytrawiania
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania w zależności od warunków lokalnych, takich jak występowanie procesu wytrawiania i zgodność zanieczyszczeń występujących w kwasach z procesem.
               
            
                  b
               
               
                  Ponowne wykorzystanie jako surowiec w zakładzie chemicznym
               
               
                  Zastosowanie może być ograniczone w zależności od lokalnej dostępności zakładu chemicznego.
               
            
                  c
               
               
                  Regeneracja kwasu w ramach krakowania
               
               
                  Technika ta ma zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy występuje instalacja kwasu siarkowego lub ciekłego dwutlenku siarki.
               
            
                  d
               
               
                  Produkcja gipsu
               
               
                  Technika ta ma zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy zanieczyszczenia obecne w odzyskanym kwasie nie wpływają na jakość gipsu lub gdy gips o niższej jakości można wykorzystać do innych celów np. jako topnik.
               
            
                  e
               
               
                  Produkcja siarczanu sodu
               
               
                  Technika ta ma zastosowanie jedynie do procesu ługowania alkalicznego.
               
            BAT 107.   Aby ograniczyć ilości składowanych odpadów z produkcji ołowiu wtórnego lub cyny wtórnej, w ramach BAT należy zorganizować operacje na miejscu w celu ułatwienia ponownego użycia pozostałości lub, w przypadku braku takiej możliwości, przeprowadzenia recyklingu pozostałości, w tym przez zastosowanie jednej z poniższych technik lub ich kombinacji.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Ponowne wykorzystanie pozostałości w ramach procesu wytapiania w celu odzyskania ołowiu i innych metali
               
            
                  b
               
               
                  Oczyszczanie pozostałości i odpadów w dedykowanych zakładach w celu odzyskania materiału
               
            
                  c
               
               
                  Oczyszczanie pozostałości i odpadów, aby można je było wykorzystać do innych celów
               
            1.5.   KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT W ODNIESIENIU DO PRODUKCJI CYNKU LUB KADMU
      1.5.1.   Produkcja cynku pierwotnego
      
      1.5.1.1.   Hydrometalurgiczna produkcja cynku
      
      1.5.1.1.1.   Energia
      
      BAT 108.   Aby zapewnić efektywne zużycie energii, w ramach BAT należy odzyskać ciepło z gazów odlotowych wytworzone w piecu prażalniczym, stosując jedną z poniższych technik lub ich kombinację.
      
                   
               
               
                  Technika
               
               
                  Zastosowanie
               
            
                  a
               
               
                  Stosowanie kotła na ciepło odpadowe i turbin do produkcji energii elektrycznej
               
               
                  Zastosowanie może być ograniczone w zależności od cen energii i polityki energetycznej państwa członkowskiego.
               
            
                  b
               
               
                  Stosowanie kotła na ciepło odpadowe i turbin do produkcji energii mechanicznej, która zostanie wykorzystana w procesie
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  c
               
               
                  Stosowanie kotła na ciepło odpadowe do wytwarzania ciepła, które zostanie wykorzystane w procesie lub do ogrzewania biur
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            1.5.1.1.2.   Emisje do powietrza
      
      1.5.1.1.2.1.   Emisje rozproszone
      BAT 109.   Aby ograniczyć rozproszone emisje pyłów do powietrza z procesu przygotowywania materiału wsadowego do pieca prażalniczego i z samego wsadu, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub obie te techniki.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Wprowadzenie mokrego materiału wsadowego
               
            
                  b
               
               
                  Całkowicie zamknięte urządzenie technologiczne połączone z systemem redukcji emisji
               
            BAT 110.   Aby ograniczyć rozproszone emisje pyłów do powietrza z procesu przetwarzania rudy prażonej, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub obie techniki.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Realizowanie operacji przy podciśnieniu
               
            
                  b
               
               
                  Całkowicie zamknięte urządzenie technologiczne połączone z systemem redukcji emisji
               
            BAT 111.   Aby ograniczyć emisje rozproszone do powietrza z ługowania, oddzielania frakcji stałej od płynnej i oczyszczania, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.
      
                   
               
               
                  Technika
               
               
                  Zastosowanie
               
            
                  a
               
               
                  Przykrycie zbiorników pokrywą
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  b
               
               
                  Osłonięcie otworu wlotowego i wylotowego na ciecze w rynnach spustowych
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  c
               
               
                  Połączenie zbiorników z centralnym systemem redukcji emisji z ciągiem mechanicznym lub z systemem redukcji emisji stosowanym w odniesieniu do pojedynczego zbiornika
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  d
               
               
                  Osłonięcie filtrów próżniowych okapami i połączenie ich z systemem redukcji emisji
               
               
                  Technika ta ma zastosowanie wyłącznie do filtrowania gorących cieczy na etapach ługowania i oddzielania frakcji stałej od płynnej.
               
            BAT 112.   Aby ograniczyć emisje rozproszone do powietrza z elektrolitycznego otrzymywania metali, w ramach BAT należy stosować dodatki, zwłaszcza środki pieniące, w komorach do elektrolitycznego otrzymywania metali.
      1.5.1.1.2.2.   Emisje zorganizowane
      BAT 113.   Aby ograniczyć emisje pyłów i metali do powietrza z obróbki i składowania surowców, przygotowywania suchego materiału wsadowego do pieca prażalniczego, umieszczenia go w piecu i przetwarzania rudy prażonej, w ramach BAT należy stosować filtr workowy.
      Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 29.
      
         Tabela 29
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji pyłów do powietrza z obróbki i składowania surowców, przygotowywania suchego materiału wsadowego do pieca prażalniczego, umieszczenia go w piecu i przetwarzania rudy prażonej
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT-AEL (mg/Nm3) (93)
                  
               
            
                  Pył
               
               
                  ≤ 5
               
            Powiązane monitorowanie określono w BAT 10.
      BAT 114.   Aby ograniczyć emisje cynku i kwasu siarkowego do powietrza z ługowania, oczyszczania i elektrolizy oraz aby ograniczyć emisje arsenu i antymonowodoru z oczyszczania, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.
      
                   
               
               
                  Technika (94)
                  
               
            
                  a
               
               
                  Płuczka gazowa mokra
               
            
                  b
               
               
                  Odmgławiacz
               
            
                  c
               
               
                  System odwirowania
               
            Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 30.
      
         Tabela 30
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji cynku i kwasu siarkowego do powietrza z ługowania, oczyszczania i elektrolizy oraz w odniesieniu do emisji arsenu i antymonowodoru z oczyszczania
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT-AEL (mg/Nm3) (95)
                  
               
            
                  Zn
               
               
                  ≤ 1
               
            
                  H2SO4
                  
               
               
                  < 10
               
            
                  Suma AsH3 i SbH3
                  
               
               
                  ≤ 0,5
               
            Powiązane monitorowanie określono w BAT 10.
      1.5.1.1.3.   Ochrona gleby i wód podziemnych
      
      BAT 115.   Aby zapobiec zanieczyszczeniu gleby i wód podziemnych, w ramach BAT należy korzystać z wodoszczelnego obszaru ochronnego na zbiorniki wykorzystywane podczas ługowania lub oczyszczania oraz z drugorzędnego systemu uszczelniającego w komorach.
      1.5.1.1.4.   Wytwarzanie ścieków
      
      BAT 116.   Aby ograniczyć zużycie wody świeżej i zapobiec wytwarzaniu ścieków, w ramach BAT należy stosować kombinację poniższych technik.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Zawrócenie przecieków z kotła i wody z zamkniętych obiegów chłodzących w piecu prażalniczym do etapów oczyszczania na mokro lub ługowania
               
            
                  b
               
               
                  Zawrócenie ścieków z operacji oczyszczania/wycieków z pieca prażalniczego, elektrolizy i odlewania do etapu ługowania
               
            
                  c
               
               
                  Zawrócenie ścieków z operacji oczyszczania/wycieków z ługowania i oczyszczania, mycia placka filtracyjnego i płukania na mokro do etapów ługowania lub oczyszczania
               
            1.5.1.1.5.   Odpady
      
      BAT 117.   Aby ograniczyć ilości odpadów przeznaczonych do składowania, w ramach BAT należy zorganizować operacje na miejscu w celu ułatwienia ponownego użycia pozostałości lub, w przypadku braku takiej możliwości, przeprowadzenia recyklingu pozostałości, w tym przez zastosowanie jednej z poniższych technik lub ich kombinacji.
      
                   
               
               
                  Technika
               
               
                  Zastosowanie
               
            
                  a
               
               
                  Ponowne wykorzystanie pyłów zebranych w trakcie składowania i przetwarzania koncentratu w ramach procesu (wraz z wsadem w postaci koncentratu)
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  b
               
               
                  Ponowne wykorzystanie pyłów zebranych w procesie prażenia za pośrednictwem silosu na rudę prażoną
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  c
               
               
                  Recykling pozostałości zawierających ołów i srebro jako surowiec w zakładzie zewnętrznym
               
               
                  Zastosowanie zależy od zawartości metalu i dostępności rynku/procesu.
               
            
                  d
               
               
                  Recykling pozostałości zawierających Cu, Co, Ni, Cd, Mn jako surowiec w zakładzie zewnętrznym w celu uzyskania produktu przeznaczonego na sprzedaż
               
               
                  Zastosowanie zależy od zawartości metalu i dostępności rynku/procesu.
               
            BAT 118.   Aby odpady z ługowania nadawały się do trwałego składowania, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik.
      
                   
               
               
                  Technika
               
               
                  Zastosowanie
               
            
                  a
               
               
                  Przetwarzanie pirometalurgiczne w piecu Waelza
               
               
                  Technika ta ma zastosowanie wyłącznie do odpadów z neutralnego ługowania, które nie zawierają zbyt wiele ferrytów cynkowych ani wysokich stężeń metali szlachetnych.
               
            
                  b
               
               
                  Proces Jarofix
               
               
                  Technika ta ma zastosowanie wyłącznie do pozostałości jarosytu Ograniczone zastosowanie ze względu na istniejący patent.
               
            
                  c
               
               
                  Proces sulfidyzacji
               
               
                  Technika ta ma zastosowanie wyłącznie do pozostałości jarosytu i bezpośrednich pozostałości z ługowania.
               
            
                  d
               
               
                  Zbrylanie pozostałości żelaza
               
               
                  Technika ta ma zastosowanie wyłącznie do pozostałości getytu i osadu bogatego w gips z oczyszczalni ścieków.
               
            
         Opis
      
      BAT 118 lit. b): Proces Jarofix polega na mieszaniu cząsteczek jarosytu z cementem portlandzkim, wapnem i wodą.
      BAT 118 lit. c): Proces sulfidyzacji obejmuje dodanie NaOH i Na2S do pozostałości w zbiorniku służącym do elutriacji i reaktorach służących do sulfidyzacji.
      BAT 118 lit. d): Zbrylanie pozostałości żelaza obejmuje ograniczenie zawartości wilgoci za pomocą filtrów oraz dodanie wapna lub innych środków.
      1.5.1.2.   Pirometalurgiczna produkcja cynku
      
      1.5.1.2.1.   Emisje do powietrza
      
      1.5.1.2.1.1.   Zorganizowane emisje pyłów
      BAT 119.   Aby ograniczyć emisje pyłów i metali do powietrza (emisje inne niż te kierowane do instalacji kwasu siarkowego) z pirometalurgicznej produkcji cynku, w ramach BAT należy stosować filtr workowy.
      
         Zastosowanie
      
      W przypadku wysokiej zawartości węgla organicznego w koncentratach (np. około 10 m/m) filtry workowe mogą nie mieć zastosowania ze względu na zaślepianie worków, można natomiast stosować inne techniki (np. płuczkę gazową mokrą).
      Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 31.
      
         Tabela 31
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji pyłów do powietrza (emisji innych niż te kierowane do instalacji kwasu siarkowego) powstałych w wyniku pirometalurgicznej produkcji cynku
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT-AEL (mg/Nm3) (96)
                      (97)
                  
               
            
                  Pył
               
               
                  2–5
               
            Powiązane monitorowanie określono w BAT 10.
      BAT 120.   Aby ograniczyć emisje SO2 do powietrza (emisje inne niż te kierowane do instalacji kwasu siarkowego) powstałe w wyniku pirometalurgicznej produkcji cynku, w ramach BAT należy stosować technikę odsiarczania na mokro.
      Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 32.
      
         Tabela 32
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji SO2 do powietrza (emisji innych niż te kierowane do instalacji kwasu siarkowego) powstałych w wyniku pirometalurgicznej produkcji cynku
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT-AEL (mg/Nm3) (98)
                  
               
            
                  SO2
                  
               
               
                  ≤ 500
               
            Powiązane monitorowanie określono w BAT 10.
      1.5.2.   Produkcja cynku wtórnego
      
      1.5.2.1.   Emisje do powietrza
      
      1.5.2.1.1.   Zorganizowane emisje pyłów
      
      BAT 121.   Aby ograniczyć emisje pyłów i metali do powietrza z granulowania i przetwarzania żużla w ramach BAT, należy stosować filtr workowy.
      Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 33.
      
         Tabela 33
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji pyłów do powietrza podczas procesu granulowania i przetwarzania żużli
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT-AEL (mg/Nm3) (99)
                  
               
            
                  Pył
               
               
                  ≤ 5
               
            Powiązane monitorowanie określono BAT 10.
      BAT 122.   Aby ograniczyć emisje pyłów i metali do powietrza z procesu topienia strumieni metalicznych i mieszanych strumieni metaliczno-tlenkowych oraz z procesów zachodzących w piecu do fumingowania żużla i piecu Waelza, w ramach BAT należy stosować filtr workowy.
      
         Zastosowanie
      
      Filtr workowy może nie mieć zastosowania do operacji z klinkierem (w przypadku gdy konieczne jest zmniejszenie ilości chlorków zamiast tlenków metali).
      Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 34.
      
         Tabela 34
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji pyłów do powietrza z procesu topienia strumieni metalicznych i mieszanych strumieni metaliczno-tlenkowych oraz z procesów zachodzących w piecu do fumingowania żużla i piecu Waelza
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT-AEL (mg/Nm3) (100)
                      (101)
                      (102)
                  
               
            
                  Pył
               
               
                  2–5
               
            Powiązane monitorowanie określono BAT 10.
      1.5.2.1.2.   Emisje związków organicznych
      
      BAT 123.   Aby ograniczyć emisje związków organicznych do powietrza z procesu topienia strumieni metalicznych i mieszanych strumieni metaliczno-tlenkowych oraz z procesów zachodzących w piecu do fumingowania żużla i piecu Waelza, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.
      
                   
               
               
                  Technika (103)
                  
               
               
                  Zastosowanie
               
            
                  a
               
               
                  Wprowadzenie adsorbentu (węgla aktywnego lub koksu z węgla brunatnego), a następnie filtr workowy lub elektrofiltr
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  b
               
               
                  Utleniacz termiczny
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  c
               
               
                  Regeneracyjny utleniacz termiczny
               
               
                  Technika ta może nie mieć zastosowania ze względów bezpieczeństwa.
               
            Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 35.
      
         Tabela 35
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji całkowitych LZO i PCDD/F do powietrza z procesu topienia strumieni metalicznych i mieszanych strumieni metaliczno-tlenkowych oraz z procesów zachodzących w piecu do fumingowania żużla i piecu Waelza
      
      
                  Parametr
               
               
                  Jednostka
               
               
                  BAT-AEL
               
            
                  Całkowite LZO
               
               
                  mg/Nm3
                  
               
               
                  2–20 (104)
                  
               
            
                  PCDD/F
               
               
                  ng I-TEQ/Nm3
                  
               
               
                  ≤ 0,1 (105)
                  
               
            Powiązane monitorowanie określono BAT 10.
      1.5.2.1.3.   Emisje kwasów
      
      BAT 124.   Aby ograniczyć emisje HCl i HF do powietrza z procesu topienia strumieni metalicznych i mieszanych strumieni metaliczno-tlenkowych oraz z procesów zachodzących w piecu do fumingowania żużla i piecu Waelza, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik.
      
                   
               
               
                  Technika (106)
                  
               
               
                  Proces
               
            
                  a
               
               
                  Wprowadzenie adsorbentu, a następnie filtr workowy
               
               
                  
                              —
                           
                           
                              Topienie strumieni metalicznych i mieszanych strumieni metaliczno-tlenkowych
                           
                        
                              —
                           
                           
                              Piec Waelza
                           
                        
            
                  b
               
               
                  Płuczka gazowa mokra
               
               
                  
                              —
                           
                           
                              Piec do fumingowania żużla
                           
                        
            Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 36.
      
         Tabela 36
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji HCl i HF do powietrza z procesu topienia strumieni metalicznych i mieszanych strumieni metaliczno-tlenkowych oraz z procesów zachodzących w piecu do fumingowania żużla i piecu Waelza
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT-AEL (mg/Nm3) (107)
                  
               
            
                  HCl
               
               
                  ≤ 1,5
               
            
                  HF
               
               
                  ≤ 0,3
               
            Powiązane monitorowanie określono BAT 10.
      1.5.2.2.   Wytwarzanie i oczyszczanie ścieków
      
      BAT 125.   Aby ograniczyć zużycie wody świeżej w trakcie procesów zachodzących w piecu Waelza, w ramach BAT należy stosować wieloetapowe mycie przeciwprądowe.
      
         Opis
      
      Woda pochodząca z wcześniejszego etapu mycia jest filtrowana i ponownie wykorzystywana podczas kolejnego etapu mycia. Dozwolone jest wprowadzenie dwóch lub trzech etapów, co pozwoli na trzykrotne zmniejszenie ilości zużywanej wody w porównaniu z jednoetapowym myciem przeciwprądowym.
      BAT 126.   Aby zapobiec emisjom halogenków do wody z etapu mycia odbywającego się w piecu Waelza lub aby ograniczyć takie emisje, w ramach BAT należy stosować krystalizację.
      1.5.3.   Topienie, stapianie i odlewanie wlewków cynkowych oraz produkcja proszku cynkowego
      
      1.5.3.1.   Emisje do powietrza
      
      1.5.3.1.1.   Rozproszone emisje pyłów
      
      BAT 127.   Aby ograniczyć rozproszone emisje pyłów do powietrza w wyniku topienia, stapiania i odlewania wlewków cynkowych, w ramach BAT należy stosować sprzęt pracujący przy podciśnieniu.
      1.5.3.1.2.   Zorganizowane emisje pyłów
      
      BAT 128.   Aby ograniczyć emisje pyłów i metali do powietrza w wyniku topienia, stapiania i odlewania wlewków cynkowych oraz produkcji proszku cynkowego, w ramach BAT należy korzystać z filtra workowego.
      Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 37.
      
         Tabela 37
      
      
         Poziom emisji powiązany z BAT w odniesieniu do emisji pyłów do powietrza w wyniku topienia, stapiania i odlewania wlewków cynkowych oraz produkcji proszku cynkowego
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT-AEL (mg/Nm3) (108)
                  
               
            
                  Pył
               
               
                  ≤ 5
               
            Powiązane monitorowanie określono BAT 10.
      1.5.3.2.   Ścieki
      
      BAT 129.   Aby zapobiec wytwarzaniu ścieków w wyniku topienia i odlewania wlewków cynkowych, w ramach BAT należy ponownie wykorzystać wodę chłodzącą.
      1.5.3.3.   Odpady
      
      BAT 130.   Aby ograniczyć ilości przeznaczonych do składowania odpadów z topienia wlewków cynkowych, w ramach BAT należy zorganizować operacje na miejscu w celu ułatwienia ponownego użycia pozostałości lub, w przypadku braku takiej możliwości, przeprowadzenia recyklingu pozostałości, w tym przez zastosowanie jednej z poniższych technik lub obie te techniki.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Stosowanie utlenionej frakcji twardego cynku i pyłu cynkonośnego pochodzących z pieców do topienia w piecach prażalniczych lub w hydrometalurgicznym procesie produkcji cynku
               
            
                  b
               
               
                  Stosowanie metalicznej frakcji twardego cynku i zgarów metalicznych z odlewania metodą katodową w piecu do topienia lub odzyskanie jako pył cynkowy lub tlenek cynkowy w instalacji do rafinacji cynku
               
            1.5.4.   Produkcja kadmu
      
      1.5.4.1.   Emisje do powietrza
      
      1.5.4.1.1.   Emisje rozproszone
      
      BAT 131.   Aby ograniczyć emisje rozproszone do powietrza, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub obie te techniki.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Centralny system wyciągu połączony z systemem redukcji emisji na potrzeby ługowania i oddzielania frakcji stałej od płynnej w produkcji hydrometalurgicznej; na potrzeby brykietowania/granulowania i fumingowania w produkcji pirometalurgicznej; i na potrzeby procesów topienia, stapiania i odlewania
               
            
                  b
               
               
                  Przykrywanie komór do celów etapu elektrolizy w trakcie produkcji hydrometalurgicznej
               
            1.5.4.1.2.   Zorganizowane emisje pyłów
      
      BAT 132.   Aby ograniczyć emisje pyłu i metali do powietrza z pirometalurgicznej produkcji kadmu oraz topienia, stapiania i odlewania wlewków z kadmu, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.
      
                   
               
               
                  Technika (109)
                  
               
               
                  Zastosowanie
               
            
                  a
               
               
                  Filtr workowy
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  b
               
               
                  ESP
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  c
               
               
                  Płuczka gazowa mokra
               
               
                  Zastosowanie tej techniki może być ograniczone w następujących przypadkach:
                  
                              —
                           
                           
                              bardzo wysokich natężeń przepływów gazów odlotowych (ze względu na znaczne ilości wytwarzanych odpadów i ścieków),
                           
                        
                              —
                           
                           
                              na suchych obszarach (ze względu na konieczność zapewnienia dużych ilości wody i konieczność oczyszczania ścieków).
                           
                        
            Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 38.
      
         Tabela 38
      
      
         Poziom emisji powiązany z BAT w odniesieniu do emisji do powietrza pyłów i kadmu w wyniku pirometalurgicznej produkcji kadmu oraz topienia, stapiania i odlewania wlewków z kadmu
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT-AEL (mg/Nm3) (110)
                  
               
            
                  Pył
               
               
                  2–3
               
            
                  Cd
               
               
                  ≤ 0,1
               
            Powiązane monitorowanie określono BAT 10.
      1.5.4.2.   Odpady
      
      BAT 133.   Aby ograniczyć ilości przeznaczonych do składowania odpadów z hydrometalurgicznej produkcji kadmu, w ramach BAT należy zorganizować operacje na miejscu w celu ułatwienia ponownego użycia pozostałości lub, w przypadku braku takiej możliwości, przeprowadzenia recyklingu pozostałości, w tym przez zastosowanie jednej z poniższych technik.
      
                   
               
               
                  Technika
               
               
                  Zastosowanie
               
            
                  a
               
               
                  Ekstrakcja kadmu w procesie produkcji cynku jako bogatego w kadm osadu cementacyjnego na etapie oczyszczania, dalsze stężanie i rafinacja kadmu (poprzez elektrolizę lub proces pirometalurgiczny) i w końcu przekształcenie w przeznaczone do obrotu kadm lub związki kadmu
               
               
                  Ma zastosowanie, wyłącznie jeżeli istnieje ekonomicznie uzasadniony popyt.
               
            
                  b
               
               
                  Ekstrakcja kadmu w procesie produkcji cynku jako bogatego w kadm osadu cementacyjnego na etapie oczyszczania, a następnie zastosowanie szeregu operacji hydrometalurgicznych w celu uzyskania bogatego w kadm osadu (np. cementu (metal Cd), Cd(OH)2), który jest składowany, podczas gdy wszystkie inne przepływy technologiczne są poddawane recyklingowi w instalacji do produkcji kadmu lub instalacji do produkcji cynku
               
               
                  Ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy dostępne jest odpowiednie składowisko odpadów.
               
            1.6.   KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT W ODNIESIENIU DO PRODUKCJI METALI SZLACHETNYCH
      1.6.1.   Emisje do powietrza
      
      1.6.1.1.   Emisje rozproszone
      
      BAT 134.   Aby ograniczyć emisje rozproszone do powietrza z operacji obróbki wstępnej (takich jak kruszenie, odsiewanie i mieszanie), w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Zamknięte obszary do obróbki wstępnej i systemy transportu w odniesieniu do materiałów pylących
               
            
                  b
               
               
                  Podłączenie miejsc, w których prowadzona jest obróbka wstępna i obróbka materiałów pylących, do odpylaczy lub wyciągów za pośrednictwem okapów i systemu przewodów
               
            
                  c
               
               
                  Elektryczne powiązanie sprzętu do obróbki wstępnej i dalszej z odpylaczem lub wyciągiem, tak aby żadne urządzenie nie mogło pracować, jeżeli odpylacz i system filtrujący nie są uruchomione
               
            BAT 135.   Aby ograniczyć emisje rozproszone do powietrza z wytapiania i topienia (zarówno w ramach operacji z wykorzystaniem metalu Dore’a, jak i innych), w ramach BAT należy stosować wszystkie poniższe techniki.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Zamykanie budynków lub obszarów, na których znajduje się piec do wytapiania
               
            
                  b
               
               
                  Realizowanie operacji przy podciśnieniu
               
            
                  c
               
               
                  Podłączenie miejsc, w których pracują piece, do odpylaczy lub wyciągów za pośrednictwem okapów i systemu przewodów
               
            
                  d
               
               
                  Elektryczne powiązanie urządzeń piecowych z odpylaczem lub wyciągiem, tak aby żadne urządzenie nie mogło pracować, jeżeli odpylacz i system filtrujący nie są uruchomione.
               
            BAT 136.   Aby ograniczyć emisje rozproszone do powietrza z ługowania i odzyskiwania złota za pomocą elektrolizy, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Zamknięte zbiorniki i zamknięte rury na potrzeby transportowania roztworów
               
            
                  b
               
               
                  Okapy i systemy wyciągów w odniesieniu do ogniw elektrolitycznych
               
            
                  c
               
               
                  Kurtyna wodna do produkcji złota w celu zapobiegania emisjom chloru gazowego w czasie ługowania szlamów anodowych kwasem chlorowodorowym lub innymi rozpuszczalnikami
               
            BAT 137.   Aby ograniczyć emisje rozproszone z operacji hydrometalurgicznej, w ramach BAT należy stosować wszystkie poniższe techniki.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Środki ograniczające rozprzestrzenianie, takie jak uszczelnione lub zamknięte zbiorniki reakcyjne, zbiorniki magazynowe, urządzenia i filtry do ekstrakcji za pomocą rozpuszczalnika, zbiorniki wyposażone w kontrolę poziomu, zamknięte rury, uszczelnione systemy odwadniania i planowane programy konserwacji
               
            
                  b
               
               
                  Zbiorniki reakcyjne podłączone do wspólnego systemu przewodów wyposażonego w wyciąg gazu odlotowego (z automatycznym trybem gotowości/awaryjnym na wypadek awarii)
               
            BAT 138.   Aby ograniczyć emisje rozproszone do powietrza ze spalania, kalcynacji i suszenia, w ramach BAT należy stosować wszystkie poniższe techniki.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Podłączenie wszystkich kalcynatorów, spalarni i pieców suszarniczych do systemu przewodów służącego do wyciągu gazów wylotowych powstałych w wyniku procesu
               
            
                  b
               
               
                  Zestaw płuczek na głównym obwodzie elektrycznym, który w przypadku awarii zasilania jest obsługiwany przez agregat rezerwowy
               
            
                  c
               
               
                  Uruchamianie i wyłączanie, usuwanie kwasu porafinacyjnego i uzupełnienie płuczek świeżym kwasem za pośrednictwem automatycznego systemu kontroli
               
            BAT 139.   Aby ograniczyć emisje rozproszone do powietrza z topienia końcowych produktów metalowych w czasie rafinacji, w ramach BAT należy stosować obie poniższe techniki.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Zamknięty piec, w którym utrzymywane jest podciśnienie
               
            
                  b
               
               
                  Odpowiednie osłony, obudowy i okapy odciągające o wystarczającym wyciągu/wystarczającej wentylacji
               
            1.6.1.2.   Zorganizowane emisje pyłów
      
      BAT 140.   Aby ograniczyć emisje pyłu i metalu do powietrza z wszelkich operacji pylących, takich jak kruszenie, odsiewanie, mieszanie, topienie, wytapianie, spalanie, kalcynacja, suszenie i rafinowanie, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik.
      
                   
               
               
                  Technika (111)
                  
               
               
                  Zastosowanie
               
            
                  a
               
               
                  Filtr workowy
               
               
                  Może nie mieć zastosowania do gazów odlotowych zawierających dużą ilość lotnego selenu.
               
            
                  b
               
               
                  Płuczka gazowa mokra w połączeniu z elektrofiltrem, pozwalająca na odzyskanie selenu
               
               
                  Ma zastosowanie wyłącznie do gazów odlotowych zawierających lotny selen (np. do produkcji metalu Dore’a).
               
            Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 39.
      
         Tabela 39
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji pyłów do powietrza z wszelkich operacji pylących, takich jak kruszenie, odsiewanie, mieszanie, topienie, wytapianie, spalanie, kalcynacja, suszenie i rafinowanie
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT-AEL (mg/Nm3) (112)
                  
               
            
                  Pył
               
               
                  2–5
               
            Powiązane monitorowanie określono w BAT 10.
      1.6.1.3.   Emisje NOX
         
      
      BAT 141.   Aby ograniczyć emisje NOX do powietrza z operacji hydrometalurgicznej obejmującej rozpuszczanie/ługowanie kwasem azotowym, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub obie techniki.
      
                   
               
               
                  Technika (113)
                  
               
            
                  a
               
               
                  Płuczka alkaliczna z sodą kaustyczną
               
            
                  b
               
               
                  Płuczka ze środkami utleniającymi (np. tlenem, nadtlenkiem wodoru) i środkami redukującymi (np. kwasem azotowym, mocznikiem) dla tych zbiorników wykorzystywanych w operacjach hydrometalurgicznych, które mogą wytwarzać wysokie stężenia NOX. Technikę tę często stosuje się w połączeniu z BAT 141 lit. a)
               
            Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 40.
      
         Tabela 40
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji NOX do powietrza z operacji hydrometalurgicznej obejmującej rozpuszczanie/ługowanie kwasem azotowym
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT-AEL (mg/Nm3) (114)
                  
               
            
                  NOX
                  
               
               
                  70–150
               
            Powiązane monitorowanie określono w BAT 10.
      1.6.1.4.   Emisje dwutlenku siarki
      
      BAT 142.   Aby ograniczyć emisje SO2 do powietrza (emisje inne niż te kierowane do instalacji kwasu siarkowego) z operacji topienia i wytapiania do celów produkcji metalu Dore’a, w tym powiązanych operacji spalania, kalcynacji i suszenia, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub kombinację tych technik.
      
                   
               
               
                  Technika (115)
                  
               
               
                  Zastosowanie
               
            
                  a
               
               
                  Wprowadzenie wapna w połączeniu z filtrem workowym
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  b
               
               
                  Płuczka gazowa mokra
               
               
                  Zastosowanie tej techniki może być ograniczone w następujących przypadkach:
                  
                              —
                           
                           
                              bardzo wysokie natężenia przepływów gazów odlotowych (ze względu na znaczne ilości wytwarzanych odpadów i ścieków),
                           
                        
                              —
                           
                           
                              na suchych obszarach (ze względu na konieczność zapewnienia dużych ilości wody i konieczność oczyszczania ścieków).
                           
                        
            Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 41.
      
         Tabela 41
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji SO2 do powietrza (emisje inne niż te kierowane do instalacji kwasu siarkowego) z operacji topienia i wytapiania do celów produkcji metalu Dore’a, w tym powiązanych operacji spalania, kalcynacji i suszenia
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT-AEL (mg/Nm3) (116)
                  
               
            
                  SO2
                  
               
               
                  50–480
               
            Powiązane monitorowanie określono w BAT 10.
      BAT 143.   Aby ograniczyć emisje SO2 do powietrza z operacji hydrometalurgicznej, w tym powiązanych operacji spalania, kalcynacji i suszenia, w ramach BAT należy stosować płuczkę gazową mokrą.
      Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 42.
      
         Tabela 42
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji SO2 do powietrza z operacji hydrometalurgicznej, w tym powiązanych operacji spalania, kalcynacji i suszenia
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT-AEL (mg/Nm3) (117)
                  
               
            
                  SO2
                  
               
               
                  50–100
               
            Powiązane monitorowanie określono w BAT 10.
      1.6.1.5.   Emisje HCl i Cl2
         
      
      BAT 144.   Aby ograniczyć emisje HCl i Cl2 do powietrza z operacji hydrometalurgicznej, w tym z powiązanych operacji spalania, kalcynacji i suszenia, w ramach BAT należy stosować płuczkę alkaliczną.
      Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 43.
      
         Tabela 43
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji HCl and Cl2 do powietrza z operacji hydrometalurgicznej, w tym powiązanych operacji spalania, kalcynacji i suszenia
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT-AEL (mg/Nm3) (118)
                  
               
            
                  HCl
               
               
                  ≤ 5–10
               
            
                  Cl2
                  
               
               
                  0,5–2
               
            Powiązane monitorowanie określono w BAT 10.
      1.6.1.6.   Emisje NH3
         
      
      BAT 145.   Aby ograniczyć emisje NH3 do powietrza z operacji hydrometalurgicznej z wykorzystaniem amoniaku lub chlorku amonu, w ramach BAT należy stosować płuczkę gazową mokrą z kwasem siarkowym.
      Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 44.
      
         Tabela 44
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji NH3 do powietrza z operacji hydrometalurgicznej z wykorzystaniem amoniaku lub chlorku amonu
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT-AEL (mg/Nm3) (119)
                  
               
            
                  NH3
                  
               
               
                  1–3
               
            Powiązane monitorowanie określono w BAT 10.
      1.6.1.7.   Emisje PCDD/F
      
      BAT 146.   Aby ograniczyć emisje PCDD/F do powietrza z operacji suszenia, w przypadku których surowce zawierają związki organiczne, halogeny lub inne prekursory PCDD/F, z operacji spalania i z operacji kalcynacji, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Dopalacz lub regeneracyjny utleniacz termiczny (120)
                  
               
            
                  b
               
               
                  Wprowadzenie czynnika absorbującego w połączeniu z efektywnym systemem zbierania pyłów (120)
                  
               
            
                  c
               
               
                  Optymalizacja spalania lub warunków procesu w celu redukcji emisji związków organicznych (120)
                  
               
            
                  d
               
               
                  Unikanie układów wydechowych o wysokiej emisji pyłów w temperaturze > 250 °C (120)
                  
               
            
                  e
               
               
                  Szybkie chłodzenie (120)
                  
               
            
                  f
               
               
                  Rozpad termiczny PCDD/F w piecu przy wysokich temperaturach (> 850 °C)
               
            
                  g
               
               
                  Zastosowanie zastrzyku tlenu w górnej strefie pieca
               
            
                  h
               
               
                  System z wewnętrznym palnikiem (120)
                  
               
            Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 45.
      
         Tabela 45
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji PCDD/F do powietrza z operacji suszenia, w przypadku których surowce zawierają związki organiczne, halogeny lub inne prekursory PCDD/F, z operacji spalania i z operacji kalcynacji
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT-AEL (ng I-TEQ/Nm3) (121)
                  
               
            
                  PCDD/F
               
               
                  ≤ 0,1
               
            Powiązane monitorowanie określono w BAT 10.
      1.6.2.   Ochrona gleby i wód podziemnych
      
      BAT 147.   Aby zapobiec zanieczyszczeniu gleby i wód podziemnych, w ramach BAT należy stosować kombinację poniższych technik.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Stosowanie szczelnych systemów odwadniania
               
            
                  b
               
               
                  Korzystanie ze zbiorników dwuściennych lub umieszczanie w odpornych obwałowaniach
               
            
                  c
               
               
                  Korzystanie z nieprzepuszczalnych i odpornych na kwasy podłóg
               
            
                  d
               
               
                  Automatyczna kontrola poziomu w zbiornikach reakcyjnych
               
            1.6.3.   Wytwarzanie ścieków
      
      BAT 148.   Aby zapobiec wytwarzaniu ścieków lub, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub obie te techniki.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Recykling zużytych/odzyskanych cieczy używanych do płukania i innych odczynników hydrometalurgicznych w ługowaniu i innych operacjach rafinacji
               
            
                  b
               
               
                  Recykling roztworów z operacji ługowania, ekstrahowania i strącania
               
            1.6.4.   Odpady
      
      BAT 149.   Aby ograniczyć ilości odpadów przeznaczonych do składowania, w ramach BAT należy tak zorganizować operacje na miejscu, aby ułatwić ponowne wykorzystanie pozostałości lub, w przypadku braku takiej możliwości, recykling pozostałości, w tym przez zastosowanie jednej z poniższych technik lub ich kombinacji.
      
                   
               
               
                  Technika
               
               
                  Proces
               
            
                  a
               
               
                  Odzyskiwanie metalu z żużli, pyłu z filtra i pozostałości z systemu odpylania na mokro
               
               
                  Produkcja metalu Dore’a
               
            
                  b
               
               
                  Odzyskiwanie selenu zebranego w gazach odlotowych z systemu odpylania na mokro zawierających selen lotny
               
            
                  c
               
               
                  Odzyskiwanie srebra ze zużytego elektrolitu i zużytych roztworów do oczyszczania szlamu
               
               
                  Elektrolityczna rafinacja srebra
               
            
                  d
               
               
                  Odzyskiwanie metali z pozostałości oczyszczania elektrolitycznego (np. cement srebrny, pozostałości na bazie węglanu miedzi)
               
            
                  e
               
               
                  Odzyskiwanie złota z elektrolitu, szlamów i roztworów z procesów ługowania złota
               
               
                  Elektrolityczna rafinacja złota
               
            
                  f
               
               
                  Odzyskiwanie metali ze zużytych anod
               
               
                  Elektrolityczna rafinacja srebra lub złota
               
            
                  g
               
               
                  Odzyskiwanie platynowców z roztworów wzbogaconych platynowcami
               
            
                  h
               
               
                  Odzyskiwanie metali z oczyszczania ługów końcowych procesu
               
               
                  Wszystkie procesy
               
            1.7.   KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT W ODNIESIENIU DO PRODUKCJI ŻELAZOSTOPÓW
      1.7.1.   Energia
      
      BAT 150.   Aby zapewnić efektywne wykorzystywanie energii, w ramach BAT należy odzyskiwać energię z gazów wylotowych bogatych w CO wytworzonych w zamkniętym piecu z łukiem zakrytym lub w zamkniętym procesie plazmowym wykorzystującym pyły, stosując jedną z poniższych technik lub ich kombinację.
      
                   
               
               
                  Technika
               
               
                  Zastosowanie
               
            
                  a
               
               
                  Stosowanie kotła parowego i turbin do odzyskiwania energii gazu wylotowego i produkowania energii elektrycznej
               
               
                  Zastosowanie może być ograniczone w zależności od cen energii i polityki energetycznej państwa członkowskiego.
               
            
                  b
               
               
                  Bezpośrednie wykorzystywanie gazu wylotowego jako paliwa w ramach procesu (np. do suszenia surowców, podgrzewania materiałów wsadowych, spiekania, ogrzewania kadzi)
               
               
                  Ma zastosowanie, wyłącznie jeżeli istnieje zapotrzebowanie na ciepło technologiczne.
               
            
                  c
               
               
                  Stosowanie gazu wylotowego jako paliwa w sąsiadujących zestawach urządzeń
               
               
                  Ma zastosowanie, wyłącznie jeżeli istnieje ekonomicznie uzasadniony popyt na tego rodzaju paliwo.
               
            BAT 151.   Aby zapewnić efektywne wykorzystywanie energii, w ramach BAT należy odzyskiwać energię z gorącego gazu wylotowego wytwarzanego w częściowo zamkniętym piecu z łukiem zakrytym, stosując jedną z poniższych technik lub obie te techniki.
      
                   
               
               
                  Technika
               
               
                  Zastosowanie
               
            
                  a
               
               
                  Stosowanie kotła na ciepło odpadowe i turbin do odzyskiwania energii gazu wylotowego i produkowania energii elektrycznej
               
               
                  Zastosowanie może być ograniczone w zależności od cen energii i polityki energetycznej państwa członkowskiego.
               
            
                  b
               
               
                  Stosowanie kotła na ciepło odpadowe do produkcji gorącej wody
               
               
                  Ma zastosowanie, wyłącznie jeżeli istnieje ekonomicznie uzasadniony popyt.
               
            BAT 152.   Aby zapewnić efektywne wykorzystywanie energii, w ramach BAT należy odzyskiwać energię z gazu wylotowego wytwarzanego w otwartym piecu z łukiem zakrytym za pośrednictwem produkcji gorącej wody.
      
         Zastosowanie
      
      Ma zastosowanie, wyłącznie jeżeli istnieje ekonomicznie uzasadniony popyt na gorącą wodę.
      1.7.2.   Emisje do powietrza
      
      1.7.2.1.   Rozproszone emisje pyłów
      
      BAT 153.   Aby zapobiec emisjom rozproszonym do powietrza ze spuszczania i odlewania oraz aby ograniczyć te emisje i je zbierać, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub obie te techniki.
      
                   
               
               
                  Technika
               
               
                  Zastosowanie
               
            
                  a
               
               
                  Korzystanie z systemu okapowego
               
               
                  W przypadku istniejących zespołów urządzeń technika ta ma zastosowanie w zależności od konfiguracji danego zespołu urządzeń.
               
            
                  b
               
               
                  Unikanie odlewania poprzez stosowanie żelazostopów w stanie ciekłym
               
               
                  Ma zastosowanie wyłącznie, jeżeli konsument (np. producent stali) jest zintegrowany z producentem żelazostopów.
               
            1.7.2.2.   Zorganizowane emisje pyłów
      
      BAT 154.   Aby ograniczyć emisje pyłów i metali do powietrza ze składowania, obróbki i transportu materiałów stałych oraz z operacji obróbki wstępnej, takich jak odmierzanie, łączenie, mieszanie i odtłuszczanie, a także w wyniku spuszczania, odlewania i pakowania, w ramach BAT należy stosować filtr workowy.
      Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 46.
      BAT 155.   Aby ograniczyć emisje pyłów i metali do powietrza z kruszenia, brykietowania, granulowania i spiekania, w ramach BAT należy stosować filtr workowy lub filtr workowy w połączeniu z innymi technikami.
      
         Zastosowanie
      
      Zastosowanie filtra workowego może być ograniczone w przypadku niskich temperatur otoczenia (od -20 °C do -40 °C) i wysokiej wilgotności gazów odlotowych oraz w przypadku kruszenia CaSi ze względów bezpieczeństwa (np. wybuchowość).
      Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 46.
      BAT 156.   Aby ograniczyć emisje pyłów i metali do powietrza z otwartego lub częściowo zamkniętego pieca z łukiem zakrytym, w ramach BAT należy stosować filtr workowy.
      Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 46.
      BAT 157.   Aby ograniczyć emisje pyłu i metali do powietrza z zamkniętego pieca z łukiem zakrytym lub z zamkniętego procesu plazmowego wykorzystującego pyły, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik.
      
                   
               
               
                  Technika (122)
                  
               
               
                  Zastosowanie
               
            
                  a
               
               
                  Płuczka gazowa mokra w połączeniu z elektrofiltrem
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  b
               
               
                  Filtr workowy
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania, chyba że istnieją względy bezpieczeństwa związane z zawartością CO i H2 w gazach wylotowych
               
            Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 46.
      BAT 158.   Aby ograniczyć emisje pyłów i metali do powietrza z tygla z wyłożeniem ogniotrwałym do produkcji żelazomolibdenu i żelazowanadu, w ramach BAT należy stosować filtr workowy.
      Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 46.
      
         Tabela 46
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji pyłów do powietrza z produkcji żelazostopów
      
      
                  Parametr
               
               
                  Proces
               
               
                  BAT-AEL (mg/Nm3)
               
            
                  Pył
               
               
                  
                              —
                           
                           
                              Składowanie, obróbka i transport materiałów stałych
                           
                        
                              —
                           
                           
                              Operacje w zakresie obróbki wstępnej, takie jak odmierzanie, łączenie, mieszanie i odtłuszczanie
                           
                        
                              —
                           
                           
                              Spust, odlewanie i pakowanie
                           
                        
               
                  2–5 (123)
                  
               
            
                  Kruszenie, brykietowanie, granulowanie i spiekanie
               
               
                  2–5 (124)
                      (125)
                  
               
            
                  Otwarty lub częściowo zamknięty piec z łukiem zakrytym
               
               
                  2–5 (124)
                      (126)
                      (127)
                  
               
            
                  
                              —
                           
                           
                              Zamknięty piec z łukiem zakrytym lub zamknięty proces plazmowy wykorzystujący pyły
                           
                        
                              —
                           
                           
                              Tygiel z wyłożeniem ogniotrwałym do produkcji żelazomolibdenu i żelazowanadu
                           
                        
               
                  2–5 (124)
                  
               
            Powiązane monitorowanie określono w BAT 10.
      1.7.2.3.   Emisje PCDD/F
      
      BAT 159.   Aby ograniczyć emisje PCDD/F do powietrza z pieca produkującego żelazostopy, w ramach BAT należy wprowadzić adsorbenty i stosować elektrofiltr lub filtr workowy.
      Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 47.
      
         Tabela 47
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji PCDD/F do powietrza z pieca do produkcji żelazostopów
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT-AEL (ng I-TEQ/Nm3)
               
            
                  PCDD/F
               
               
                  ≤ 0,05 (128)
                  
               
            Powiązane monitorowanie określono w BAT 10.
      1.7.2.4.   Emisje WWA i związków organicznych
      
      BAT 160.   Aby ograniczyć emisje WWA i związków organicznych do powietrza z odtłuszczania wiórów tytanowych w piecach obrotowych, w ramach BAT należy stosować utleniacz termiczny.
      1.7.3.   Odpady
      
      BAT 161.   Aby ograniczyć ilości żużla przeznaczonego do składowania, w ramach BAT należy tak zorganizować operacje na miejscu, aby ułatwić ponowne wykorzystanie żużla lub, w przypadku braku takiej możliwości, recykling żużla, w tym przez zastosowanie jednej z poniższych technik lub ich kombinacji.
      
                   
               
               
                  Technika
               
               
                  Zastosowanie
               
            
                  a
               
               
                  Stosowanie żużla w zastosowaniach w budownictwie
               
               
                  Ma zastosowanie wyłącznie do żużli pochodzących z produkcji wysokowęglowych FeCr i SiMn, żużli powstałych w wyniku odzysku stopów z pozostałości z huty stali oraz standardowego żużla powstającego w wyniku produkcji FeMn i FeMo.
               
            
                  b
               
               
                  Stosowanie żużla jako żwiru do piaskowania
               
               
                  Ma zastosowanie wyłącznie do żużli pochodzących z produkcji wysokowęglowego FeCr.
               
            
                  c
               
               
                  Stosowanie żużla w betonach ogniotrwałych
               
               
                  Ma zastosowanie wyłącznie do żużli pochodzących z produkcji wysokowęglowego FeCr.
               
            
                  d
               
               
                  Stosowanie żużla w procesach wytapiania
               
               
                  Ma zastosowanie wyłącznie do żużli pochodzących z produkcji wapniokrzemu.
               
            
                  e
               
               
                  Stosowanie żużla jako surowca do produkcji żelazokrzemomanganu lub do innych zastosowań metalurgicznych
               
               
                  Ma zastosowanie wyłącznie do wzbogaconego żużla (wysoka zawartość MnO) pochodzącego z produkcji FeMn.
               
            BAT 162.   Aby ograniczyć ilości pyłu z filtra i szlamu przeznaczonych do składowania, w ramach BAT należy tak zorganizować operacje na miejscu, aby ułatwić ponowne wykorzystanie pyłu z filtra i szlamu lub, w przypadku braku takiej możliwości, recykling pyłu z filtra i szlamu, w tym przez zastosowanie jednej z poniższych technik lub ich kombinacji.
      
                   
               
               
                  Technika
               
               
                  Zastosowanie (129)
                  
               
            
                  a
               
               
                  Stosowanie pyłu z filtra w procesie wytapiania
               
               
                  Ma zastosowanie wyłącznie do pyłu z filtra z produkcji FeCr i FeMo.
               
            
                  b
               
               
                  Stosowanie pyłu z filtra w produkcji stali nierdzewnej
               
               
                  Ma zastosowanie wyłącznie do pyłu z filtra z operacji kruszenia i przesiewania w produkcji wysokowęglowego FeCr.
               
            
                  c
               
               
                  Stosowanie pyłu z filtra i szlamu jako wsadu w postaci koncentratu
               
               
                  Ma zastosowanie wyłącznie do pyłu z filtra i szlamu z oczyszczania gazów odlotowych podczas prażenia Mo.
               
            
                  d
               
               
                  Stosowanie pyłu z filtra w innych sektorach przemysłu
               
               
                  Ma zastosowanie wyłącznie do produkcji FeMn, SiMn, FeNi, FeMo i FeV.
               
            
                  e
               
               
                  Stosowanie mikrokrzemionki jako dodatku w przemyśle cementowym
               
               
                  Dotyczy wyłącznie mikrokrzemionki pochodzącej z produkcji FeSi i Si.
               
            
                  f
               
               
                  Stosowanie pyłu z filtra i szlamu w branży cynkowej
               
               
                  Dotyczy wyłącznie pyłu z pieca i szlamu z płuczki gazowej mokrej pochodzących z odzyskiwania stopu z pozostałości z huty stali.
               
            1.8.   KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT W ODNIESIENIU DO PRODUKCJI NIKLU LUB KOBALTU
      1.8.1.   Energia
      
      BAT 163.   Aby zapewnić efektywne wykorzystanie energii, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Stosowanie powietrza wzbogaconego tlenem w piecach do wytapiania i konwertorach tlenowych
               
            
                  b
               
               
                  Stosowanie kotłów do odzyskiwania ciepła
               
            
                  c
               
               
                  Stosowanie gazów spalinowych wytworzonych w piecu w trakcie procesu (np. suszenia)
               
            
                  d
               
               
                  Stosowanie wymienników ciepła
               
            1.8.2.   Emisje do powietrza
      
      1.8.2.1.   Emisje rozproszone
      
      BAT 164.   Aby ograniczyć rozproszone emisje pyłów do powietrza z ładowania pieca, w ramach BAT należy stosować systemy zamkniętych przenośników.
      BAT 165.   Aby ograniczyć rozproszone emisje pyłów do powietrza z wytapiania, w ramach BAT należy stosować rynny spustowe przykryte i z okapem podłączone do systemu redukcji emisji.
      BAT 166.   Aby ograniczyć rozproszone emisje pyłów do powietrza z procesów konwertowania, w ramach BAT należy prowadzić operacje pod podciśnieniem i stosować okapy odciągowe podłączone do systemu redukcji emisji.
      BAT 167.   Aby ograniczyć emisje rozproszone z ługowania atmosferycznego i ciśnieniowego, w ramach BAT należy stosować obie poniższe techniki.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Uszczelnione lub zamknięte reaktory, osadniki i autoklawy/zbiorniki ciśnieniowe
               
            
                  b
               
               
                  Stosowanie tlenu lub chloru zamiast powietrza na etapach ługowania
               
            BAT 168.   Aby ograniczyć emisje rozproszone z rafinacji rozpuszczalnikiem ekstrakcyjnym, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Stosowanie mieszalnika wolnoobrotowego lub szybkoobrotowego do mieszaniny rozpuszczalników/wodnej
               
            
                  b
               
               
                  Stosowanie pokryw dla mieszalnika i separatora
               
            
                  c
               
               
                  Stosowanie całkowicie uszczelnionych zbiorników podłączonych z systemem redukcji emisji
               
            BAT 169.   Aby ograniczyć emisje rozproszone z elektrolitycznego otrzymywania metali, w ramach BAT należy stosować kombinację poniższych technik.
      
                   
               
               
                  Technika
               
               
                  Zastosowanie
               
            
                  a
               
               
                  Zbieranie i ponowne wykorzystanie chloru gazowego
               
               
                  Ma zastosowanie wyłącznie do elektrolitycznego otrzymywania metali z wykorzystaniem chloru.
               
            
                  b
               
               
                  Stosowanie granulek polistyrenu do pokrywania komór
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  c
               
               
                  Stosowanie środków pieniących do pokrywania komór stabilna warstwą piany
               
               
                  Ma zastosowanie wyłącznie do elektrolitycznego otrzymywania metali z wykorzystaniem siarczanu.
               
            BAT 170.   Aby ograniczyć emisje rozproszone z procesu redukcji wodorem przy produkcji proszku niklowego i brykietów z niklu (proces ciśnieniowy), w ramach BAT należy stosować szczelne lub zamknięte reaktory, odstojnik i autoklaw/zbiornik ciśnieniowy, przenośnik proszku i silos do przechowywania produktu.
      1.8.2.2.   Zorganizowane emisje pyłów
      
      BAT 171.   Aby przy przetwarzaniu rud siarczkowych ograniczyć emisje pyłów i metali do powietrza z obróbki i składowania surowców, procesów obróbki wstępnej materiałów (takich jak przygotowywanie rudy i suszenie rudy/koncentratu), ładowania pieca, wytapiania, konwertowania, rafinowania termicznego oraz produkcji proszku niklowego i brykietów z niklu, w ramach BAT należy stosować filtr workowy lub połączenie elektrofiltra z filtrem workowym.
      Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 48.
      
         Tabela 48
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji pyłów do powietrza z obróbki i składowania surowców, procesów obróbki wstępnej materiałów (takich jak przygotowywanie rudy i suszenie rudy/koncentratu), ładowania pieca, wytapiania, konwertowania, rafinowania termicznego oraz produkcji proszku niklowego i brykietów z niklu przy przetwarzaniu rud siarczkowych
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT-AEL (mg/Nm3) (130)
                  
               
            
                  Pył
               
               
                  2–5
               
            Powiązane monitorowanie określono w BAT 10.
      1.8.2.3.   Emisje niklu i chloru
      
      BAT 172.   Aby ograniczyć emisje niklu i chloru do powietrza z procesów ługowania atmosferycznego lub ciśnieniowego, w ramach BAT należy stosować płuczkę gazową mokrą.
      Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 49.
      
         Tabela 49
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji niklu i chloru do powietrza z procesów ługowania atmosferycznego lub ciśnieniowego
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT-AEL (mg/Nm3) (131)
                  
               
            
                  Ni
               
               
                  ≤ 1
               
            
                  Cl2
                  
               
               
                  ≤ 1
               
            Powiązane monitorowanie określono w BAT 10.
      BAT 173.   Aby ograniczyć emisje niklu do powietrza z procesu rafinacji kamienia niklowego przy użyciu chlorku żelaza z chlorem, w ramach BAT należy stosować filtr workowy.
      Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 50.
      
         Tabela 50
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji niklu do powietrza z procesu rafinacji kamienia niklowego przy użyciu chlorku żelaza z chlorem
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT-AEL (mg/Nm3) (132)
                  
               
            
                  Ni
               
               
                  ≤ 1
               
            Powiązane monitorowanie określono w BAT 10.
      1.8.2.4.   Emisje dwutlenku siarki
      
      BAT 174.   Przy przetwarzaniu rud siarczkowych, aby ograniczyć emisje SO2 do powietrza (emisje inne niż te kierowane do instalacji kwasu siarkowego) z wytapiania i konwertowania, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik.
      
                   
               
               
                  Technika (133)
                  
               
            
                  a
               
               
                  Wprowadzenie wapna, a następnie filtr workowy
               
            
                  b
               
               
                  Płuczka gazowa mokra
               
            1.8.2.5.   Emisje NH3
         
      
      BAT 175.   Aby ograniczyć emisje NH3 do powietrza z produkcji proszku niklowego i brykietów z niklu, w ramach BAT należy stosować płuczkę gazową mokrą.
      1.8.3.   Odpady
      
      BAT 176.   Aby ograniczyć ilości odpadów przeznaczonych do składowania, w ramach BAT należy tak zorganizować operacje na miejscu, aby ułatwić ponownego wykorzystanie pozostałości lub, w przypadku braku takiej możliwości, recykling pozostałości, w tym przez zastosowanie jednej z poniższych technik lub ich kombinacji.
      
                   
               
               
                  Technika
               
               
                  Zastosowanie
               
            
                  a
               
               
                  Stosowanie żużla granulowanego powstającego w piecu elektrycznym łukowym (wykorzystywanym do wytapiania) jako materiału ściernego lub budowlanego
               
               
                  Zastosowanie zależy od zawartości metalu w żużla.
               
            
                  b
               
               
                  Stosowanie pyłu z gazu odlotowego odzyskanego z pieca elektrycznego łukowego (wykorzystywanego do wytapiania) jako surowca do produkcji cynku
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  c
               
               
                  Stosowanie pyłu z gazu odlotowego powstającego w wyniku rozdrabniania kamienia i odzyskanego z pieca elektrycznego łukowego (wykorzystywanego do wytapiania) jako surowca do rafinacji/ponownego wytapiania niklu
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  d
               
               
                  Stosowanie pozostałości siarki uzyskanych w wyniku filtracji kamienia w procesie ługowania z wykorzystaniem chloru jako surowca do produkcji kwasu siarkowego
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  e
               
               
                  Stosowanie pozostałości żelaza uzyskanych w wyniku procesu ługowania z wykorzystaniem siarczanu jako materiału wsadowego do pieca do wytapiania niklu
               
               
                  Zastosowanie zależy od zawartości metalu w odpadach.
               
            
                  f
               
               
                  Stosowanie pozostałości węglanu cynku uzyskanych w wyniku rafinacji rozpuszczalnikiem ekstrakcyjnym jako surowca do produkcji cynku
               
               
                  Zastosowanie zależy od zawartości metalu w odpadach.
               
            
                  g
               
               
                  Stosowanie pozostałości miedzi uzyskanych w wyniku ługowania z wykorzystaniem siarczanu i chloru jako surowca do produkcji miedzi
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            1.9.   KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT W ODNIESIENIU DO PRODUKCJI WĘGLA LUB GRAFITU
      1.9.1.   Emisje do powietrza
      
      1.9.1.1.   Emisje rozproszone
      
      BAT 177.   Aby ograniczyć rozproszone emisje WWA do powietrza ze składowania, obróbki i transportu smoły płynnej, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.
      
                   
               
               
                  Technika
               
            
                  a
               
               
                  Wentylacja zbiornika do składowania smoły płynnej za pomocą rury wentylacyjnej podłączonej do rury ściekowej
               
            
                  b
               
               
                  Kondensacja za pomocą zewnętrznego lub wewnętrznego chłodzenia przy użyciu obiegów powietrza lub wody (np. wież chłodniczych), a następnie zastosowanie technik filtracji (płuczek absorpcyjnych lub elektrofiltru)
               
            
                  c
               
               
                  Zbieranie i przenoszenie zebranych gazów odlotowych do celów zastosowania technik redukcji emisji (płuczki suchej lub utleniacza termicznego/regeneracyjnego utleniacza termicznego) dostępnych na innych etapach procesu (np. mieszania i formowania lub wypalania)
               
            1.9.1.2.   Emisje pyłów i WWA
      
      BAT 178.   Aby ograniczyć emisje pyłów do powietrza ze składowania, obróbki i transportu koksu i smoły oraz procesów mechanicznych (takich jak rozdrabnianie), a także grafityzowania i obróbki skrawaniem, w ramach BAT należy stosować filtr workowy.
      Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 51.
      
         Tabela 51
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji pyłów i benzo[a]pirenu (jako wskaźnika WWA) do powietrza ze składowania, obróbki i transportu koksu i smoły oraz procesów mechanicznych (takich jak rozdrabnianie), a także grafityzowania i obróbki skrawaniem
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT-AEL (mg/Nm3) (134)
                  
               
            
                  Pył
               
               
                  2–5
               
            
                  BaP
               
               
                  ≤ 0,01 (135)
                  
               
            Powiązane monitorowanie określono w BAT 10.
      BAT 179.   Aby ograniczyć emisje pyłów i WWA do powietrza z produkcji zielonej pasty i zielonych profili, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.
      
                   
               
               
                  Technika (136)
                  
               
            
                  a
               
               
                  Płuczka sucha wykorzystująca koks jako adsorbent, z chłodzeniem wstępnym lub bez niego, a następnie filtr workowy
               
            
                  b
               
               
                  Filtr z wypełnieniem koksowym
               
            
                  c
               
               
                  Regeneracyjny utleniacz termiczny
               
            
                  d
               
               
                  Utleniacz termiczny
               
            Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 52.
      
         Tabela 52
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji pyłów i benzo[a]pirenu (jako wskaźnika WWA) do powietrza z produkcji zielonej pasty i zielonych profili
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT-AEL (mg/Nm3) (137)
                  
               
            
                  Pył
               
               
                  2–10 (138)
                  
               
            
                  BaP
               
               
                  0,001–0,01
               
            Powiązane monitorowanie określono w BAT 10.
      BAT 180.   Aby ograniczyć emisje pyłów i WWA do powietrza z wypalania, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.
      
                   
               
               
                  Technika (139)
                  
               
               
                  Zastosowanie
               
            
                  a
               
               
                  Elektrofiltr w połączeniu z etapem utleniania termicznego (np. regeneracyjny utleniacz termiczny), w przypadku gdy oczekuje się związków o wysokiej lotności
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  b
               
               
                  Regeneracyjny utleniacz termiczny w połączeniu z obróbką wstępną (np. elektrofiltr) w przypadkach wysokiej zawartości pyłu w gazie wylotowym
               
               
                  Ogólna możliwość zastosowania
               
            
                  c
               
               
                  Utleniacz termiczny
               
               
                  Nie ma zastosowania do pieców funkcjonujących w nieprzerwanym okręgu.
               
            Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 53.
      
         Tabela 53
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji pyłów i benzo[a]pirenu (jako wskaźnika WWA) do powietrza z wypalania i ponownego wypalania
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT-AEL (mg/Nm3) (140)
                  
               
            
                  Pył
               
               
                  2–10 (141)
                  
               
            
                  BaP
               
               
                  0,005–0,015 (142)
                      (143)
                  
               
            Powiązane monitorowanie określono w BAT 10.
      BAT 181.   Aby ograniczyć emisje pyłów i WWA do powietrza z impregnacji, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.
      
                   
               
               
                  Technika (144)
                  
               
            
                  a
               
               
                  Płuczka sucha, a następnie filtr workowy
               
            
                  b
               
               
                  Filtr z wypełnieniem koksowym
               
            
                  c
               
               
                  Utleniacz termiczny
               
            Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 54.
      
         Tabela 54
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji pyłów i benzo[a]pirenu (jako wskaźnika WWA) do powietrza z impregnacji
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT-AEL (mg/Nm3) (145)
                  
               
            
                  Pył
               
               
                  2–10
               
            
                  BaP
               
               
                  0,001–0,01
               
            Powiązane monitorowanie określono w BAT 10.
      1.9.1.3.   Emisje dwutlenku siarki
      
      BAT 182.   Aby ograniczyć emisje SO2 do powietrza w przypadku dodawania siarki w procesie, w ramach BAT należy stosować płuczkę gazową suchą lub mokrą.
      1.9.1.4.   Emisje związków organicznych
      
      BAT 183.   Aby ograniczyć emisje związków organicznych do powietrza, w tym emisje fenolu i formaldehydu powstające na etapie impregnacji w przypadku, gdy stosowane są specjalne środki impregnacyjne takie jak żywica i rozpuszczalniki biodegradowalne, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik.
      
                   
               
               
                  Technika (146)
                  
               
            
                  a
               
               
                  Regeneracyjny utleniacz termiczny w połączeniu z elektrofiltrem na etapach mieszania, wypalania i impregnacji
               
            
                  b
               
               
                  Filtr biologiczny lub płuczka biologiczna etapie impregnacji w przypadku, gdy stosowane są specjalne środki impregnacyjne takie jak żywica i rozpuszczalniki biodegradowalne
               
            Poziomy emisji powiązane z BAT: zob. tabela 55.
      
         Tabela 55
      
      
         Poziomy emisji powiązane z BAT w odniesieniu do emisji całkowitych LZO do powietrza powstających w wyniku mieszania, wypalania i impregnacji
      
      
                  Parametr
               
               
                  BAT-AEL (mg/Nm3) (147)
                      (148)
                  
               
            
                  Całkowite LZO
               
               
                  ≤ 10–40
               
            Powiązane monitorowanie określono w BAT 10.
      1.9.2.   Odpady
      
      BAT 184.   Aby ograniczyć ilości odpadów przeznaczonych do składowania, w ramach BAT należy tak zorganizować operacje na miejscu, aby ułatwić ponowne wykorzystanie pozostałości lub, w przypadku braku takiej możliwości, recykling pozostałości, w tym poprzez ponowne wykorzystanie lub recykling węgla i innych pozostałości z procesów produkcyjnych prowadzonych w ramach procesu lub innych zewnętrznych procesów.
      1.10.   OPIS TECHNIK
      1.10.1.   Emisje do powietrza
      
      Opisane poniżej techniki zostały wymienione według głównych substancji zanieczyszczających, których emisje mają redukować.
      1.10.1.1.   Emisje pyłów
      
      
                  Technika
               
               
                  Opis
               
            
                  Filtr workowy
               
               
                  Filtry workowe, nazywane często filtrami tkaninowymi, są wykonane z porowatej tkaniny lub filcu, przez które przepuszcza się gazy w celu usunięcia cząsteczek. Zastosowanie filtra workowego wiąże się z koniecznością wyboru materiału, który będzie odpowiedni dla właściwości gazów odlotowych, i maksymalnej temperatury pracy.
               
            
                  Elektrofiltr (ESP)
               
               
                  Działanie elektrofiltrów polega na naelektryzowaniu i rozdzielaniu cząstek pod wpływem pola elektrycznego. Elektrofiltry mogą działać w bardzo różnych warunkach. W elektrofiltrze suchym zebrany materiał jest mechanicznie usuwany (np. przez wytrząsanie, drgania, powietrze sprężone), natomiast w elektrofiltrze mokrym jest wypłukiwany odpowiednim płynem, zwykle wodą.
               
            
                  Płuczka gazowa mokra
               
               
                  Płukanie mokre wiąże się z separacją pyłu przez intensywne mieszanie gazu dochodzącego z wodą, zwykle w połączeniu z usuwaniem cząstek gruboziarnistych przez zastosowanie siły odśrodkowej. Usunięty pył jest zbierany na dnie płuczki. Usunięte mogą zostać również substancje takie jak SO2, NH3, niektóre LZO i metale ciężkie.
               
            1.10.1.2.   Emisje NOX
         
      
      
                  Technika
               
               
                  Opis
               
            
                  Palnik o niskiej emisji NOX
                  
               
               
                  Palniki o niskiej emisji NOX ograniczają tworzenie się NOX poprzez ograniczanie szczytowych temperatur płomienia, opóźnianie spalania, ale jednocześnie pełne spalanie oraz zwiększanie przepływu ciepła (zwiększoną zdolność emisyjną płomienia). W palnikach o bardzo niskiej emisji NOx stosuje się technikę rozkładania spalania na etapy (powietrze/paliwo) i recyrkulacji gazów spalinowych
               
            
                  Palnik tlenowo-paliwowy
               
               
                  Technika polega na zastąpieniu powietrza spalania tlenem, a następnie wyeliminowaniu/ograniczaniu termicznego powstawania NOX z azotu wchodzącego do pieca. Pozostała zawartość azotu w piecu zależy od czystości dostarczanego tlenu, jakości paliwa i ewentualnego wlotu powietrza.
               
            
                  Recyrkulacja gazów spalinowych
               
               
                  Technika polega na ponownym wprowadzeniu gazów spalinowych z pieca do płomienia w celu zmniejszenia zawartości tlenu, a tym samym temperatury płomienia. Zastosowanie specjalnych palników polega na wewnętrznej recyrkulacji gazów spalinowych, które chłodzą podstawę płomieni i ograniczają zawartość tlenu w najgorętszej części płomieni.
               
            1.10.1.3.   Emisje SO2 i HCl
      
      
                  Technika
               
               
                  Opis
               
            
                  Płuczka sucha lub częściowo sucha
               
               
                  Suchy proszek lub zawiesina/roztwór odczynnika alkalicznego (np. wapna lub sody oczyszczonej) są wprowadzane i rozpraszane w strumieniu gazu odlotowego. Materiał reaguje z danym kwasem w stanie gazowym (np. SO2), tworząc ciało stałe, które usuwa się drogą filtracji (na filtrze workowym lub na elektrofiltrze). Wydajność systemu oczyszczania zwiększa się dzięki zastosowaniu kolumny reakcyjnej. Adsorpcję można także osiągnąć poprzez wykorzystanie kolumn z wypełnieniem (np. filtra z wypełnieniem koksowym).
                  W przypadku istniejących zespół urządzeń wydajność jest związana z parametrami procesu, takimi jak temperatura (min. 60 °C), zawartość wilgoci, czas kontaktu, wahania poziomu gazu oraz ze zdolnością systemu filtrowania przeciwpyłowego (np. filtra workowego) do radzenia sobie z dodatkową ilością pyłu.
               
            
                  Płuczka gazowa mokra
               
               
                  W procesie płukania na mokro związki gazowe są rozpuszczane w roztworze wypłukującym (np. roztworze alkalicznym zawierającym wapno, NaOH lub H2O2). Po przejściu przez płuczkę gazową mokrą gazy odlotowe są nasycane wodą i przeprowadza się segregację kroplistą przed odprowadzeniem tych gazów odlotowych. Uzyskaną ciecz poddaje się dalszej obróbce w procesie oczyszczania ścieków, a nierozpuszczalny materiał zbiera się w procesie osadzania lub filtracji.
                  W przypadku istniejących zespołów urządzeń technika ta może wymagać dostępności znacznych przestrzeni.
               
            
                  Stosowanie paliw o niskiej zawartości siarki
               
               
                  Wykorzystywanie gazów naturalnych lub paliwa olejowego o niskiej zawartości siarki ogranicza ilość emisji SO2 i SO3 z utleniania siarki zawartej w paliwie podczas spalania
               
            
                  System absorpcji/desorpcji oparty na polieterach
               
               
                  Rozpuszczalnik oparty na polieterach jest wykorzystywany do selektywnej absorpcji SO2 z gazów wylotowych. Następnie adsorbowany SO2 jest usuwany w innej kolumnie, a rozpuszczalnik jest poddawany pełnej regeneracji. Usunięty SO2 jest wykorzystywany do produkcji ciekłego SO2 lub kwasu siarkowego.
               
            1.10.1.4.   Emisje rtęci
      
      
                  Technika
               
               
                  Opis
               
            
                  Adsorpcja na węglu aktywnym
               
               
                  Proces ten polega na adsorpcji rtęci na węglu aktywnym. Gdy dana powierzchnia adsorbowała już tyle substancji, ile jest w stanie, adsorbowana zawartość jest desorbowana w ramach regeneracji adsorbentu.
               
            
                  Adsorpcja selenu
               
               
                  Proces polega na wykorzystaniu elementów pokrytych selenem w wypełnieniu. Czerwony selen amorficzny reaguje z rtęcią zawartą w gazie i tworzy HgSe. Następnie filtr jest oczyszczany do celów regeneracji selenu.
               
            1.10.1.5.   Emisje LZO, WWA i PCDD/F
      
      
                  Technika
               
               
                  Opis
               
            
                  Dopalacz lub utleniacz termiczny
               
               
                  Układ spalania, w którym substancja zanieczyszczająca w strumieniu gazu wylotowego reaguje z tlenem w środowisku o regulowanej temperaturze, tworząc reakcję utleniania.
               
            
                  Regeneracyjny utleniacz termiczny
               
               
                  Układ spalania, w którym proces regeneracyjny służy do wykorzystania energii termicznej zawartej w związkach gazu i węgla poprzez wykorzystywanie ogniotrwałych wypełnień wspierających. Potrzebny jest system kolektora wylotowego, by zmieniać kierunek przepływu gazu w celu czyszczenia wypełnień. Układ ten jest także zwany dopalaczem regeneracyjnym.
               
            
                  Katalityczny utleniacz termiczny
               
               
                  Układ spalania, w którym rozkład przeprowadza się na metalowej powierzchni katalitycznej przy niższych temperaturach, wynoszących zwykle 350 °C – 400 °C. Układ ten jest także zwany dopalaczem katalitycznym.
               
            
                  Filtr biologiczny
               
               
                  Składa się z wypełnienia z materiału organicznego lub obojętnego, w którym zanieczyszczenia ze strumieni gazu odlotowego są biologicznie utleniane przez mikroorganizmy.
               
            
                  Płuczka biologiczna
               
               
                  Technika ta łączy płukanie na mokro (absorpcję) z biodegradacją, przy czym woda do płukania zawiera populację mikroorganizmów odpowiednich do utleniania szkodliwych składników gazowych.
               
            
                  Wybór i dostarczenie surowców zgodnie z rodzajem pieca i stosowanymi technikami redukcji emisji
               
               
                  Surowce są wybierane w taki sposób, aby piec i system redukcji emisji wykorzystywane do osiągnięcia wymaganej wydajności redukcji emisji mogły służyć do odpowiedniego eliminowania zanieczyszczeń zawartych w materiale wsadowym.
               
            
                  Optymalizacja warunków spalania w celu ograniczenia emisji związków organicznych
               
               
                  Odpowiednie mieszanie zawartości powietrza lub tlenu z zawartością węgla, kontrola temperatury gazów i czasu przebywania w wysokich temperaturach w celu utlenienia węgla organicznego tworzącego PCDD/F. Technika ta może także obejmować wykorzystywanie wzbogaconego powietrza lub czystego tlenu.
               
            
                  Korzystanie z systemów ładowania pieca częściowo zamkniętego w celu dodania niewielkich ilości surowca
               
               
                  Dodawanie surowców w małych ilościach do pieców częściowo zamkniętych w celu ograniczenia efektu chłodzenia pieca podczas ładowania. Pozawala to na utrzymywanie wyższych temperatur gazu i zapobieganie ponownemu tworzeniu PCDD/F.
               
            
                  System z wewnętrznym palnikiem
               
               
                  Gaz wylotowy jest odprowadzany przez płomień palnika, a węgiel organiczny jest przekształcany za pomocą tlenu w CO2.
               
            
                  Unikanie układów wydechowych o wysokiej emisji pyłów w temperaturze > 250 °C
               
               
                  Obecność pyłu w temperaturach powyżej 250 °C wspiera tworzenie się PCDD/F w drodze syntezy de novo.
               
            
                  Wprowadzenie czynnika absorbującego w połączeniu z efektywnym systemem zbierania pyłów
               
               
                  PCDD/F może być adsorbowany na pył, a zatem emisje można ograniczyć, korzystając ze skutecznego systemu filtrowania przeciwpyłowego. Zastosowanie specjalnego czynnika adsorbującego wspiera ten proces i ogranicza emisje PCDD/F.
               
            
                  Szybkie chłodzenie
               
               
                  Zapobiega się syntezie de novo PCDD/F poprzez szybkie chłodzenie gazu z 400 °C do 200 °C.
               
            1.10.2.   Emisje do wody
      
      
                  Techniki
               
               
                  Opisy
               
            
                  Strącanie chemiczne
               
               
                  Przekształcenie rozpuszczonych substancji zanieczyszczających w nierozpuszczalny związek poprzez dodanie chemicznych środków strącających. Powstałe osady stałe są następnie rozdzielane poprzez sedymentację, flotację lub filtrację. W razie potrzeby można następnie zastosować ultrafiltrację lub odwróconą osmozę. Typowymi substancjami chemicznymi wykorzystywanymi do strącania metali są wapno, wodorotlenek sodu i siarczek sodu.
               
            
                  Sedymentacja
               
               
                  Oddzielenie cząstek zawieszonych i materiałów zawieszonych przez osadzanie grawitacyjne.
               
            
                  Flotacja
               
               
                  Oddzielenie cząstek stałych lub płynnych od ścieków poprzez przyłączenie ich do drobnych pęcherzyków gazu, zwykle powietrza. Pływające cząstki gromadzą się na powierzchni wody i są zbierane przez zgarniacze.
               
            
                  Filtracja
               
               
                  Oddzielenie substancji stałych od ścieków poprzez przepuszczanie ich przez porowate medium. Piasek jest najpowszechniejszym materiałem filtracyjnym.
               
            
                  Ultrafiltracja
               
               
                  Proces filtracji, w którym jako materiał filtracyjny wykorzystywane są membrany z porami o wielkości około 10 μm.
               
            
                  Filtrowanie węglem aktywnym
               
               
                  Proces filtracji, w którym jako materiał filtracyjny wykorzystywany jest węgiel aktywny.
               
            
                  Odwrócona osmoza
               
               
                  Proces filtracji membranowej, w którym różnica ciśnień stosowanych w komorach oddzielonych membraną powoduje, że woda przepływa z roztworu o większym stężeniu do roztworu o mniejszym stężeniu
               
            1.10.3.   Pozostałe
      
      
                  Techniki
               
               
                  Opisy
               
            
                  Odmgławiacz
               
               
                  Odmgławiacze są filtrami, które usuwają krople uwalnianego płynu ze strumienia gazu. Odmgławiacze są zrobione z tkanej struktury z metalowych lub plastikowych drutów o wysokiej powierzchni właściwej. Przez swój pęd małe kropelki występujące w strumieniu gazu odbijają się od drutów i łączą się w większe krople.
               
            
                  System odwirowania
               
               
                  Systemy odwirowania wykorzystują bezwładność do usuwania kropel ze strumieni gazu odlotowego poprzez wywoływanie sił odśrodkowych.
               
            
                  Wspomagający system odciągowy
               
               
                  Systemy służące modyfikowaniu mocy wentylatora wyciągowego w oparciu o źródła oparów, które zmieniają się w trakcie cyklów ładowania, topienia i spuszczania. Automatyczną kontrolę mocy palnika podczas ładowania stosuje się również do zapewnienia minimalnego przepływu gazu w czasie operacji prowadzonych przy otwartych drzwiach.
               
            
                  Odwirowywanie wiórów
               
               
                  Odwirowywanie jest metodą mechaniczną wykorzystywaną do odolejania wiórów. Aby zwiększyć szybkość procesu sedymentacji, przykłada się siłę odśrodkową do wiórów i w ten sposób oddziela się olej.
               
            
                  Suszenie wiórów
               
               
                  W procesie suszenia wiórów wykorzystuje się pośrednio nagrzewany bęben obrotowy. Aby usunąć olej, przeprowadza się proces pirolityczny w temperaturze 300 °C – 400 °C.
               
            
                  Uszczelnione okno wsadowe lub uszczelnienie okna wsadowego
               
               
                  Okno wsadowe ma służyć zapewnieniu skutecznego uszczelnienia w celu zapobiegania emisjom rozproszonym i utrzymania nadciśnienia wewnątrz pieca podczas etapu wytapiania/topienia.
               
            
         (1)  W odniesieniu do procesów wsadowych można zastosować średnią z reprezentatywnej liczby pomiarów dokonanych przez cały okres trwania danego procesu wsadowego lub wynik pomiaru prowadzonego przez cały okres trwania danego procesu wsadowego.
      
         (2)  W odniesieniu do przepływów nieciągłych można zastosować inną procedurę pobierania próbek dającą reprezentatywne wyniki (np. pobieranie próbek chwilowych).
      
         (3)  W odniesieniu do źródeł wysokich emisji najlepszą dostępną techniką jest dokonywanie pomiarów w trybie ciągłym lub, w przypadków gdy dokonywanie pomiarów w trybie ciągłym nie ma zastosowania, prowadzenie częstszego monitorowania okresowego.
      
         (4)  W przypadku niewielkich źródeł (< 10 000 Nm3/h) emisji pyłów ze składowania i obróbki surowców monitorowanie może opierać się na pomiarach parametrów zastępczych (takich jak spadek ciśnienia).
      
         (5)  Wybór metali objętych monitorowaniem zależy od składu użytych surowców.
      
         (6)  Bilans masy powiązany z BAT 69 lit. a) może zostać wykorzystany do obliczenia emisji SO2 na podstawie pomiaru zawartości siarki w każdej zużytej partii anod.
      
         (7)  W stosownych przypadkach, biorąc pod uwagę takie czynniki jak zawartość związków halenoorganicznych w użytych surowcach, profil temperaturowy itp.
      
         (8)  Monitorowanie jest odpowiednie, jeżeli surowce zawierają siarkę.
      
         (9)  Monitorowanie może nie być odpowiednie w przypadku procesów hydrometalurgicznych
      
         (10)  W stosownych przypadkach, biorąc pod uwagę zawartość związków organicznych w użytych surowcach.
      
         (11)  Opis tych technik znajduje się w pkt 1.10.
      
         (12)  Średnia dzienna lub średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (13)  Dolna granica zakresu związana jest ze stosowaniem adsorbentów (np. węgla aktywnego, selenu) w połączeniu z filtrowaniem przeciwpyłowym, z wyjątkiem procesów w piecu obrotowym Waelza.
      
         (14)  Opis tych technik znajduje się w pkt 1.10.
      
         (15)  Częstotliwość monitorowania może zostać dostosowana, jeżeli szereg danych wyraźnie wskazuje na wystarczającą stabilność emisji.
      
         (16)  Uwaga: kategoria „pozostałe metale nieżelazne” odnosi się do produkcji metali nieżelaznych innych niż metale szczegółowo omówione w pkt 1.2–1.8.
      
         (17)  Wybór metali objętych monitorowaniem zależy od składu użytych surowców.
      
         (18)  Opis tych technik znajduje się w pkt 1.10.
      
         (19)  W przypadku wysokiej zawartość arsenu w całkowitym wsadzie do instalacji poziom emisji powiązany z BAT może wynosić maksymalnie 0,2 mg/l.
      
         (20)  Opis tej techniki znajduje się w pkt 1.10.
      
         (21)  Opis tej techniki znajduje się w pkt 1.10.
      
         (22)  Opis tej techniki znajduje się w pkt 1.10.
      
         (23)  Opis tej techniki znajduje się w pkt 1.10.
      
         (24)  Opis tej techniki znajduje się w pkt 1.10.
      
         (25)  Średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (26)  Średnia dzienna lub średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (27)  Średnia dzienna.
      
         (28)  Oczekuje się, że emisje pyłów będą znajdowały się przy dolnej granicy zakresu, gdy emisje metali ciężkich przekroczą następujące poziomy: 1 mg/Nm3 w przypadku ołowiu, 1 mg/Nm3 w przypadku miedzi, 0,05 mg/Nm3 w przypadku arsenu, 0,05 mg/Nm3 w przypadku kadmu.
      
         (29)  Jeżeli wykorzystywane koncentraty mają wysoką zawartość węgla organicznego (np. około 10 m/m), można spodziewać się emisji w wysokości do 10 mg/Nm3.
      
         (30)  Oczekuje się, że emisje pyłów będą znajdowały się przy dolnej granicy zakresu, gdy emisje ołowiu będą wyższe niż 1 mg/Nm3.
      
         (31)  Dolna granica zakresu związana jest ze stosowaniem filtra workowego.
      
         (32)  Oczekuje się, że emisje pyłów będą znajdowały się przy dolnej granicy zakresu, gdy będą wyższe niż 1 mg/Nm3.
      
         (33)  Opis tych technik znajduje się w pkt 1.10.
      
         (34)  Średnia dzienna lub średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (35)  Dolna granica zakresu związana jest ze stosowaniem regeneracyjnego utleniacza termicznego.
      
         (36)  Opis tych technik znajduje się w pkt 1.10.
      
         (37)  Średnia z okresu pobierania próbek trwającego co najmniej sześć godzin.
      
         (38)  Średnia dzienna lub średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (39)  W przypadku korzystania z płuczki gazowej mokrej lub koncentratu o niskiej zawartości siarki BAT-AEL może wynieść 350 mg/Nm3.
      
         (40)  Opis tych technik znajduje się w pkt 1.10.
      
         (41)  Średnia dzienna lub średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (42)  Średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (43)  Opis tych technik znajduje się w pkt 1.10.
      
         (44)  Średnia dzienna lub średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (45)  Średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (46)  Średnia dzienna.
      
         (47)  Średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (48)  Średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (49)  Opis tych technik znajduje się w pkt 1.10.
      
         (50)  Średnia dzienna lub średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (51)  Średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (52)  Masa zanieczyszczenia wyemitowanego w ciągu roku z pomieszczenia do elektrolizy podzielona przez masę ciekłego aluminium wyprodukowanego w tym samym roku.
      
         (53)  Przedmiotowe BAT-AEL nie mają zastosowania do zespołów urządzeń, które ze względu na swoje konfiguracje nie mogą mierzyć emisji na dachach.
      
         (54)  Opis tej techniki znajduje się w pkt 1.10.
      
         (55)  Średnia z próbek pobranych w ciągu roku.
      
         (56)  Dolna granica zakresu związana jest ze stosowaniem filtra workowego.
      
         (57)  Opis tej techniki znajduje się w pkt 1.10.
      
         (58)  Masa zanieczyszczenia wyemitowanego w ciągu roku podzielona przez masę ciekłego aluminium wyprodukowanego w tym samym roku.
      
         (59)  Dolna granica zakresu związana jest ze stosowaniem płuczki gazowej mokrej. Wyższa granica zakresu związana jest ze stosowaniem anod o niskiej zawartości siarki.
      
         (60)  Opis tych technik znajduje się w pkt 1.10.
      
         (61)  Opis tej techniki znajduje się w pkt 1.10.
      
         (62)  Średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (63)  Średnia dzienna lub średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (64)  Średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (65)  W przypadku pieców zaprojektowanych do wykorzystywania i wykorzystujących jedynie niezanieczyszczone surowce, w odniesieniu do których emisje pyłów wynoszą poniżej 1 kg/h, górna granica zakresu wynosi 25 mg/Nm3 jako średnia z próbek pobranych w ciągu roku.
      
         (66)  Opis tych technik znajduje się w pkt 1.10.
      
         (67)  Średnia dzienna lub średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (68)  Średnia z okresu pobierania próbek trwającego co najmniej sześć godzin.
      
         (69)  Opis tych technik znajduje się w pkt 1.10.
      
         (70)  Średnia dzienna lub średnia z okresu pobierania próbek. W przypadku rafinacji prowadzonej z wykorzystaniem substancji chemicznych zawierających chlor BAT-AEL odnosi się do średniego stężenia podczas chlorowania.
      
         (71)  Średnia z okresu pobierania próbek. W przypadku rafinacji prowadzonej z wykorzystaniem substancji chemicznych zawierających chlor BAT-AEL odnosi się do średniego stężenia podczas chlorowania.
      
         (72)  Dotyczy jedynie emisji z procesów rafinacji prowadzonych z wykorzystaniem substancji chemicznych zawierających chlor.
      
         (73)  Średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (74)  Średnia dzienna lub średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (75)  Opis tych technik znajduje się w pkt 1.10.
      
         (76)  Średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (77)  Opis tych technik znajduje się w pkt 1.10.
      
         (78)  Średnia dzienna lub średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (79)  Średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (80)  Średnia dzienna lub średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (81)  Oczekuje się, że emisje pyłów będą znajdowały się przy dolnej granicy zakresu, gdy emisje poszczególnych metali przekroczą następujące poziomy: 1 mg/Nm3 w przypadku miedzi, 0,05 mg/Nm3 w przypadku arsenu, 0,05 mg/Nm3 w przypadku kadmu.
      
         (82)  Średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (83)  Średnia dzienna lub średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (84)  Oczekuje się, że emisje pyłów będą znajdowały się przy dolnej granicy zakresu, gdy emisje poszczególnych metali przekroczą następujące poziomy: 1 mg/Nm3 w przypadku miedzi, 1 mg/Nm3 w przypadku antymonu, 0,05 mg/Nm3 w przypadku arsenu, 0,05 mg/Nm3 w przypadku kadmu.
      
         (85)  Średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (86)  Opis tych technik znajduje się w pkt 1.10.
      
         (87)  Średnia dzienna lub średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (88)  Opis tych technik znajduje się w pkt 1.10.
      
         (89)  Średnia z okresu pobierania próbek trwającego co najmniej sześć godzin.
      
         (90)  Opis tych technik znajduje się w pkt 1.10.
      
         (91)  Średnia dzienna lub średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (92)  Jeżeli nie ma możliwości zastosowania płuczek gazowych mokrych, górna granica zakresu wynosi 500 mg/Nm3.
      
         (93)  Średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (94)  Opis tych technik znajduje się w pkt 1.10.
      
         (95)  Średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (96)  Średnia dzienna lub średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (97)  Jeżeli nie ma możliwości zastosowania filtra workowego, górna granica zakresu wynosi 10 mg/Nm3.
      
         (98)  Średnia dzienna.
      
         (99)  Średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (100)  Średnia dzienna lub średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (101)  Jeżeli nie ma możliwości zastosowania filtra workowego, górna granica zakresu może być wyższa i wynosić do 15 mg/Nm3.
      
         (102)  Oczekuje się, że emisje pyłów będą znajdowały się przy dolnej granicy zakresu, gdy emisje arsenu lub kadmu będą wyższe niż 0,05 mg/Nm3.
      
         (103)  Opis tych technik znajduje się w pkt 1.10.
      
         (104)  Średnia dzienna lub średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (105)  Średnia z okresu pobierania próbek trwającego co najmniej sześć godzin.
      
         (106)  Opis tych technik znajduje się w pkt 1.10.
      
         (107)  Średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (108)  Średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (109)  Opis tych technik znajduje się w pkt 1.10.
      
         (110)  Średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (111)  Opis tych technik znajduje się w pkt 1.10.
      
         (112)  Średnia dzienna lub średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (113)  Opis tych technik znajduje się w pkt 1.10.
      
         (114)  Średnia godzinowa lub średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (115)  Opis tych technik znajduje się w pkt 1.10.
      
         (116)  Średnia dzienna lub średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (117)  Średnia dzienna lub średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (118)  Średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (119)  Średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (120)  Opis tych technik znajduje się w pkt 1.10.
      
         (121)  Średnia z okresu pobierania próbek trwającego co najmniej sześć godzin.
      
         (122)  Opis tych technik znajduje się w pkt 1.10.
      
         (123)  Średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (124)  Średnia dzienna lub średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (125)  Górna granica zakresu może wynosić maksymalnie 10 mg/Nm3 w przypadkach, w których nie można zastosować filtra workowego.
      
         (126)  Górna granica zakresu może wynosić maksymalnie 15 mg/Nm3 w przypadku produkcji FeMn, SiMn, CaSi z uwagi na lepkość pyłu (wynikającą z jego higroskopijnej zdolności lub właściwości chemicznych) wpływającą na skuteczność filtra workowego.
      
         (127)  Oczekuje się, że emisje pyłów będą znajdowały się przy dolnej granicy zakresu, gdy emisje metali przekroczą następujące poziomy: 1 mg/Nm3 w przypadku ołowiu, 0,05 mg/Nm3 w przypadku kadmu, 0,05 mg/Nm3 w przypadku chromu, 0,05 mg/Nm3 w przypadku talu.
      
         (128)  Średnia z okresu pobierania próbek trwającego co najmniej sześć godzin.
      
         (129)  Wysoce zanieczyszczone pyły i szlamy nie mogą zostać ponownie wykorzystane ani poddane recyklingowi. Ponowne wykorzystanie i recykling mogą również być ograniczone ze względu na problemy związane z gromadzeniem się (np. ponowne wykorzystanie pyłu pochodzącego z produkcji FeCr może prowadzić do nagromadzenia się Zn w piecu).
      
         (130)  Średnia dzienna lub średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (131)  Średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (132)  Średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (133)  Opis tych technik znajduje się w pkt 1.10.
      
         (134)  Średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (135)  Cząsteczki benzo[a]pirenu pojawiają się wyłącznie przy przetwarzaniu smoły w postaci stałej.
      
         (136)  Opis tych technik znajduje się w pkt 1.10.
      
         (137)  Średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (138)  Dolna granica zakresu związana jest ze stosowaniem płuczki suchej wykorzystującej koks jako adsorbent, a następnie filtra workowego. Górna granica zakresu związana jest ze stosowaniem utleniacza termicznego.
      
         (139)  Opis tych technik znajduje się w pkt 1.10.
      
         (140)  Średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (141)  Dolna granica zakresu związana jest ze stosowaniem połączenia elektrofiltru z regeneracyjnym utleniaczem termicznym. Górna granica zakresu związana jest ze stosowaniem utleniacza termicznego.
      
         (142)  Dolna granica zakresu związana jest ze stosowaniem utleniacza termicznego. Górna granica zakresu związana jest ze stosowaniem połączenia elektrofiltru z regeneracyjnym utleniaczem termicznym.
      
         (143)  W odniesieniu do produkcji katod górna granica zakresu wynosi 0,05 mg/Nm3.
      
         (144)  Opis tych technik znajduje się w pkt 1.10.
      
         (145)  Średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (146)  Opis tych technik znajduje się w pkt 1.10.
      
         (147)  Średnia z okresu pobierania próbek.
      
         (148)  Dolna granica zakresu związana jest ze stosowaniem elektrofiltru w połączeniu z regeneracyjnym utleniaczem termicznym. Górna granica zakresu związana jest ze stosowaniem filtra biologicznego lub płuczki biologicznej.